И. В. Егорова

Плетение из газет

© ИП Крылова О. А., 2014

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2014

* * *

Введение

Рукоделие – один из видов хобби, которое делает жизнь более интересной и разнообразной. К тому же переключение с профессиональной деятельности на иную, особенно связанную с творчеством, очень полезно для гармоничного развития личности и эмоциональной уравновешенности. Многие люди любят своими руками создавать различные вещи для домашнего обихода. Таким образом можно занять себя в свободное время, отвлечься от текущих забот, проявить свои фантазию и умение. Поделки же используют не только в качестве сувенирных подарков, предметов интерьера, но и с практической целью по назначению. Сделанные своими руками вещицы придают дому особый уют и колорит и выражают индивидуальность его хозяев.

Предлагаем вам освоить плетение из бумажных трубочек и полосок. Вы можете сделать из них для дома корзины, подносы, кашпо, забавные игрушки и панно. Материалом для создания этих предметов являются старые газеты – весьма доступный поделочный материал. С помощью красок и лаков готовым изделиям придают различный вид и цвет. Сплетенные из газет изделия выглядят так, как будто сделаны из натуральной лозы искусными мастерами. Такие поделки достойно украшают дом и их приятно получать в подарок.

Существует несколько видов плетения из газетного материала, освоить которые по силам каждому. В первой главе нашей книги подробно рассказывается о разных способах плетения из трубочек и полосок. Готовые изделия красивы сами по себе, но можно украсить их дополнительным декором (лентами, искусственными цветами и другим). Несмотря на тонкость газетной бумаги, изделия из нее получаются прочными, так как трубочки и полоски изготавливают многослойными и проклеивают. Для того чтобы бумага не размокла и изделие долго сохраняло свою форму, его покрывают красками и лаком. В последнем случае прочность гарантирована и можно не опасаться попадания воды. Это позволяет использовать сделанные из газетной бумаги подносы и корзины на кухне.

Азы газетного плетения

Плетение из газетных трубочек – это достаточно увлекательное и приятное хобби. Оно подходит как для любителей мастерить в одиночку, так и для людей, предпочитающих коллективное творчество. К тому же оно не требует значительных материальных затрат и позволяет получить красивые и полезные изделия. Работу, разумеется, следует начинать с подготовки материалов и инструментов.

Материалы и инструменты

Прежде всего вам понадобятся газеты, желательно формата А2. В технике плетения из газет основным материалом служат слегка сплюснутые трубочки, или бумажная лоза, т. е. круглая, скрученная по спирали полоска бумаги. Трубочки получают, наматывая газетные полоски на тонкую спицу или проволоку.

Газеты – это самый доступный и недорогой материал, который, как правило, в большом количестве имеется в каждом доме. Если в творческом процессе участвуют маленькие дети, то можно использовать обычную пищевую или оберточную бумагу.

Для изготовления трубочек чисто белого цвета, которые затем проще окрасить в нужные тона, можно купить газетную писчую бумагу формата А3. Также трубочки небольшого размера допустимо скручивать из обычной офисной бумаги формата А4. Интересный эффект может создать использование для поделок глянцевых журнальных листов.

Газеты нарезают на полосы с помощью ножниц или канцелярского ножа. Для разлиновки газет перед нарезкой, а также для разметки картонной основы понадобятся средней мягкости карандаш и линейка. При изготовлении газетных трубочек чаще всего пользуются длинной вязальной спицей с двумя рабочими концами толщиной 1,5 мм или деревянной шпажкой. Для выполнения небольших изделий берут спицу № 1, но обычно применяют более толстую спицу – № 2, 3, 4.

Для закрепления краев газетной трубочки пользуются клеем для бумаги, в частности ПВА в пластиковом флаконе с носиком, или клеящим карандашом. При использовании баночного клея для бумаги понадобится кисточка с синтетической щетиной.

При создании разнообразных плетеных изделий из газетных трубочек помогут картонные коробочки различной формы, или ведерки, или другие подобные изделия, которые легко оплести. Начинающие мастера могут при плетении простейших изделий (поднос, ваза или коробка) использовать лист плотного картона, чтобы было легче сплести дно. Из картона вырезают две детали дна нужной формы. На одну деталь дна по периметру приклеивают на расстоянии 2–3 см трубочки основы, которые расходятся лучами. Сверху для надежности и декоративности приклеивают вторую деталь дна.

Подготовленные для плетения отдельные трубочки обычно окрашивают, поэтому потребуются акриловые краски на водной основе, пищевые красители, паста-колер для художественных работ и широкая плоская кисть, или губка, или кусок ткани для нанесения краски. Часто при окраске трубочек используют морилку для дерева.

Процессом окраски желательно заниматься в резиновых перчатках, чтобы не пачкать руки. Для быстрой окраски большого количества трубочек с помощью жидкого красителя понадобится высокая емкость наподобие пластиковой бутылки с обрезанным горлышком. Окрашенные трубочки раскладывают для просушки на ровной поверхности, поэтому следует подготовить подходящий стеллаж или рабочий стол.

Для фиксации трубочек в процессе плетения понадобятся резинка, прищепки или скрепки. Клей мгновенной фиксации пригодится для закрепления отдельных элементов.

В процессе плетения трубочки направляют в нужную сторону пинцетом.

Плетеное изделие требует дальнейшего украшения, поэтому понадобятся разнообразные средства для декора – акриловые краски для росписи, акриловый лак, всевозможные ткани и ленты, искусственные цветы, различные мелкие предметы, рисунки для декупажа. Перед лакированием плетеного изделия его нужно загрунтовать. В качестве грунтовки можно использовать универсальный клей ПВА, смешанный с водой. Кстати, цвет изделия, сплетенного из предварительно окрашенных тру бочек, после лакировки становится более насыщенным.

Из бумажной или журнальной соломки можно сплести своими руками оригинальные сувениры: подставки, вазочки, газетницы, карандашницы и многие другие изделия. Все эти предметы могут стать замечательным подарком друзьям или родственникам.

Заготовки из газетной бумаги

Техника изготовления трубочек из газетных полосок проста, но кропотлива. Для начинающих мастеров изготовление трубочек может показаться сложным делом, поскольку они получаются ровными и одинаковыми далеко не сразу. Поэтому новичкам нужно посвятить некоторое время тому, чтобы хорошо освоить кручение трубочек. Для начала лучше попробовать изготовить совсем простое по форме изделие.

Трубочки из газет каждый скручивает по-своему. Некоторые мастера скатывают их на весу. Другие катают трубочки от себя на гладкой поверхности стола.

Осваивая плетение как новый для себя вид рукоделия, нужно найти наиболее удобный для себя способ свертывания газетных полос.

Работа по заготовке трубочек начинается с нарезки газет на полосы необходимого размера. Канцелярский нож позволяет произвести нарезку быстро и удобно. Сначала газету следует разрезать по центральному сгибу, чтобы получить два листа форма та А3. Затем каждую половинку сложить еще раз пополам и снова разрезать по сгибу канцелярским ножом. С приобретением опыта можно ровно нарезать газету сразу стопкой, а не по одному листу.

Газеты возможно разрезать вдоль на 4 части, сложив газетный лист вдоль пополам и разрезав по сгибу. Но сдвоенные страницы газет большого формата лучше все-таки разрезать пополам. Затем сложить еще раз и снова разрезать. В итоге получатся газетные полоски примерно по 7–8 см шириной. Некоторые для большей аккуратности разлиновывают газетные полосы по горизонтали с помощью линейки, а затем режут листы по отмеченным линиям ножницами или канцелярским ножом. Поскольку газеты теперь многоцветные, с фотографиями и цветными блоками рекламы, то одни полоски получаются с белым полем, другие цветные.

Размер газетных полосок имеет существенное значение. Для изготовления тоненьких изящных бумажных соломинок нарезают полосы 5 × 30 см. Из таких трубочек получаются невесомые и очень изящные изделия. Для трубочек большего диаметра нужны и полоски больше, но не более 9 см шириной.

Затем приступают к скручиванию трубочек. Многие умельцы успешно проделывают эту операцию на спице или деревянной шпажке. Толщина полученной трубочки зависит от номера вязальной спицы: чем толще спица, тем больше диаметр трубочки.

Некоторые считают лишним склеивать начало трубочки. Однако новичкам перед скручиванием трубочки нужно нанести на кончик газетной полоски немного клея ПВА, положить на полосу спицу и вращательными движениями начинать скручивать трубочку с уголка полоски под определенным углом по отношению к длинной стороне полосы. В процессе скатывания трубочки следует придерживать полоску за край. Газетную бумагу наматывают на спицу достаточно плотно, но осторожно, чтобы не порвать.

Угол наклона спицы относительно газетной полоски имеет существенное значение для качества и физических свойств бумажной соломинки. Трубочки скручивают под углом примерно 20–30° и до 45–60°. От величины угла наклона зависят определенные качества. При большой величине угла трубочка получится длиннее и уязвимее на разрыв. Если угол наклона будет небольшим, то трубочка получится короче и жестче.

В плетении требуются и длинные, и короткие трубочки. Гибкие и длинные трубочки нужны для плетения стенок изделия. Более жесткие и прочные – используют для каркасов. Важно не класть спицу под очень большим или очень маленьким углом. В таком случае получаются очень хрупкие трубочки, с которыми сложнее работать из-за того, что они почти не гнутся.

Докрутив полосу до конца, надо аккуратно вынуть спицу и подклеить конец готовой трубочки клеем ПВА или клеевым карандашом. Для прочной фиксации достаточно нанести каплю клея на уголок газеты и прижать пальцами. Новичкам лучше снимать трубочку со спицы после фиксации уголка. Если она получается достаточно длинная, то при наличии некоторого опыта можно убирать спицу примерно на половине скрученной трубочки. Затем бережно докрутить трубочку и зафиксировать край клеем ПВА.

Поскольку современные газетные листы, как правило, многоцветные, для получения белой трубочки следует начинать кручение с цветного края. При этом пуста я газетная полоса должна оставаться справа, тогда при сворачивании она закроет все буквы и изображения. Такие трубочки легче окрашивать в равномерный цвет. Однако невозможно обойтись совсем без печатного текста, поскольку внутренние части газет не имеют белой полосы такой ширины, чтобы полностью закрывать надписи. Поэтому для получения чисто белых трубочек следует использовать только крайние газетные полосы с широким белым полем по краю.

Для получения цветных полосок нужно начинать кручение, наоборот, с белого края. Таким образом, из одной газеты можно получить два вида трубочек: белые и цветные.

Правильно скрученная трубочка должна иметь некоторые различия по толщине концов. Благодаря этой разнице, можно легко наращивать длину трубочек в процессе плетения, вставляя их одну в другую.

После успешного освоения скручивания аккуратных трубочек из газет можно заняться изготовлением несложного изделия. В качестве пробы своих сил сделайте обычную небольшую корзинку с простым видом плетения.

Газетные трубочки равной ширины используют для изготовления небольших панно и рамок. Они придают изделию аккуратность.

Приступая к работе, рекомендуется сразу заготовить их как можно больше, чтобы не отвлекаться на скручивание дополнительного материала в процессе плетения. Кроме того, следует учесть, что при любом виде плетения понадобится нечетное число трубочек. Заготовки для удобства хранения и последующей работы надо сложить в пачки и перевязать прочной ниткой.

Соединение рабочих трубочек

Как уже говорилось, удобнее плести из газетных трубочек, у которых концы разной толщины. Поэтому во время скручивания не стоит выравнивать заготовку, наоборот, нужно расширять или суживать конец трубочки. Кстати, свойство трубочек расширяться или сужаться зависит от размера скручиваемой полосы. Длинные трубочки в конце скручивания всегда расширяются. Короткие же, выполненные из листа бумаги формата А4, обычно в конце скручивания суживаются. Разная толщина концов позволяет без проблем соединять две рабочие трубочки в процессе плетения.

Самый простой способ соединения рабочих трубочек – это введение узкого конца одной трубочки в широкий конец другой. Но предварительно следует подрезать концы рабочих трубочек, чтобы они были ровными.

Если надо наращивать равномерно скрученные трубочки, то можно просто сплющить один из концов примерно на 1 см. Сплющивание даст суженный край, который достаточно легко вставить в конец предыдущей газетной трубочки. Иногда не получается соединить трубочки и-за того, что их концы имеют очень близкую ширину или же трубочки разъединяются в процессе плетения. В этом случае следует сложить узкий конец трубочки пополам и произвести соединение обычным способом.

Дополнительно для прочной фиксации на сложенный конец надо нанести клей клеевым карандашом. Сухой способ склеивания хорош тем, что клей тотчас схватывается.

При использовании клея ПВА или другого жидкого клея приходится долго ждать, пока он высохнет. Применение жидкого клея может привести к размягчению стыка, что существенно усложнит изготовление изделия. При использовании клеевого карандаша просто проводят одной из трубочек по поверхности карандаша и немедленно соединяют две трубочки.

Этот способ подходит для соединения рабочих трубочек в процессе плетения, а также для наращивания трубочек основы при плетении большого изделия. Однако при наращивании газетных трубочек лучше не пользоваться клеем вообще. Во время плетения следует оставлять между ними (рабочей и приплетаемой трубочками) зазор в 2–3 см, тогда при наращивании можно легко обойтись без клея.

Если трубочки скручены из коротких полос газетной бумаги, то их можно нарастить заранее перед плетением изделия. Из длинных трубочек всегда легче плести. Для наращивания следует капнуть клей ПВА в большую по диаметру дырочку и сразу же вставить в нее трубочку меньшего диаметра. К моменту начала плетения стык высохнет. В результате получатся удлиненные трубочки, из которых уже можно плести без проблем. После наращивания коротких трубочек, чтобы они не заламывались, их следует слегка приминать скалкой по несколько штук сразу или выполнять это действие руками с одной трубочкой.

Окрашивание трубочек

Готовое изделие будет выглядеть красивей, если оно сплетено из предварительно раскрашенных трубочек. Такие трубочки имеют некоторое преимущество, которое дает возможность легко менять цвета во время плетения. Поэтому готовое изделие, не имея белых просветов, смотрится аккуратнее. Чаще всего для окраски бумажных трубочек используют специальную краску для ткани, акриловые краски на водной основе, морилку для дерева или пищевые красители.

Морилкой обычно обрабатывают белые трубочки, тогда сплетенное из них изделие выглядит как изготовленное из лозы. Основные цвета морилки для дерева на водной основе – дуб, орех, махагон, мокко и др.

Для окраски длинных трубочек рекомендуется сделать удобное приспособление из куска полипропиленовой сантехнической трубы достаточно широкого диаметра. Оба конца трубы надо ровно обрезать, а на один конец герметично наклеить универсальным клеем ПВА или клей-гелем для пластика заглушку. Заглушка нужна для того, чтобы красящая жидкость не вытекала из трубы. В этих целях можно использовать небольшую пластиковую баночку или другой подходящий предмет.

В трубу наливают красящий раствор так, чтобы он немного не доходил до ее верхнего конца, и ставят наполненную емкость – приспособление на пластиковую подставку или тарелку. Несколько сплетенных трубочек опускают одним концом в красящий раствор так, чтобы они свободно помещались в трубе. Через некоторое время, достаточное, чтобы раствор пропитал бумагу, их извлекают и опускают в раствор другим концом. Точное время окрашивания обычно устанавливают опытным путем. В процессе окраски нужно обязательно подливать в трубу красящий раствор, иначе середина трубочек просто не прокрасится. На тот случай, если какая-то часть заготовок не прокрасилась или прокрасилась неровно, надо кисточкой закрасить все неровности. Затем газетные трубочки хорошо просушивают в тени на свежем воздухе, разложив на длинной ровной поверхности.

Кроме того, газетные трубочки можно окрашивать с помощью пасты-колера, которая обычно используется при декупаже. Пасту разбавляют водой согласно инструкции. В красящий раствор иногда добавляют 1 ст. л. акрилового лака для закрепления краски. Этот колер можно использовать в дальнейшем в декупаже, добавляя в акриловую краску. Далее все действия по окраске производят так же, как при использовании морилки для дерева. Следует учесть, что ни морилка, ни колерная паста на водной основе полностью не закрашивают печатный шрифт.

Подавляющее большинство плетеных поделок или игрушек имеют дно и боковины. У некоторых из них есть еще и крышки, которые полагается плести по той же схеме, что и днище.

Трубочки, скрученные из офисной бумаги, получаются короче, чем газетные, поэтому красить их в трубе невозможно. Такие трубочки красят, наливая красящий раствор в бутылку с широким горлышком. Преимущество бутылки в том, что ее можно не заполнять полностью красителем. Надо вставить в нее большое число трубочек и хорошо потрясти, чтобы они прокрасились на достаточную высоту. Затем перевернуть трубочки и повторить процесс.

После окраски трубочки раскладывают на ровной поверхности, распределяя их по цветам. При использовании любого из приведенных способов следует производить крашение не менее двух раз для получения насыщенного тона. Второй раз их красят после просушки.

Окраска трубочек путем погружения в красящий раствор занимает совсем немного времени, это положительная сторона метода. Однако при погружении концы трубочек сминаются, их сложно сращивать во время плетения. Поэтому их приходится каждый раз подрезать – это отрицательная сторона. Однако можно использовать небольшой кусок картона по диаметру трубы или бутылочного горлышка. В картоне просверливают отверстия для вставки трубочек и используют в качестве держателя во время покраски, чтобы трубочки опускались до дна трубы или бутылки. Это несколько снизит скорость покраски, но зато концы трубочек не будут сминаться.

При окраске жидким красителем с использованием широкой кисти неприятностей с их концами не бывает. В этом случае нужно лишь проследить за тем, чтобы трубочки прокрасились со всех сторон. Такой способ занимает больше времени, требует большего вложения сил, но трубочки остаются с аккуратными ровными концами.

При использовании некоторых других красителей, кроме тех, что были указаны выше, трубочки после окрашивания и высыхания могут стать жесткими. Поэтому лучше сначала окрасить пробную партию. Если они станут жесткими, то именно этим красителем следует окрашивать уже готовую работу.

Также лучше красить уже готовое изделие теми красками, которые полностью не впитываются в бумагу. При плетении такая краска будет осыпаться, придется перекрашивать уже готовое изделие.

Новичкам для своих первых работ лучше действовать более простым способом: сначала сплести, а затем окрасить готовое изделие.

Только после плетения следует красить изделие, выполненное из цветных трубочек, особенно если они скручены из глянцевой журнальной бумаги. Такие изделия лучше покрасить после плетения смесью акриловой краски и универсального клея ПВА.

Виды плетения

Технология плетения из бумажных трубочек очень похожа на плетение из обычной лозы, зачастую его так и называют – плетение из бумажной лозы.

Плетение из обычной лозы известно с древности, поэтому существует множество его технологий и разновидностей.

Многие из разновидностей лозного плетения могут пригодиться и при газетном плетении. Каким именно способом плести, будет во многом зависеть от типа задуманного изделия. После небольшой тренировки вы сможете сами придумывать различные узоры.

Простое плетение

Простое плетение включает в себя множество вариантов и разновидностей, в их числе: собственно простое прямое плетение, наклонное плетение, послойное плетение, шахматное плетение, веревочное плетение, плетение «елочка», косое послойное плетение.

Для начала следует освоить самую простую технику плетения из газетных трубочек, доступную даже новичкам. Тот, кто освоит простое плетение, сможет в дальнейшем освоить и ажурное. Простое плетение обычно используют в качестве основного элемента для изготовления изделий, оно придает им прочность и позволяет держать форму.

Простое плетение, несмотря на легкость исполнения, очень хорошо смотрится на готовом изделии. Этот вид также называют прямое плетение и плетенка. Принцип очень прост: горизонтальные ряды оплетают вертикальные стойки. Количество основных направляющих трубочек для сплошного простого плетения должно быть нечетным, поскольку при четном числе стоек переплетения не получится.

Самую простую плетенку выполняют одиночной газетной трубочкой, которую вплетают сплошной лентой через одну стойку. Плетение начинают с утолщенного конца трубочки, закладывая ее попеременно то с лицевой, то с обратной стороны стойки (рис. 1). Этот утолщенный конец трубочки в самом начале работы следует оставить снаружи, можно закрепить его на донышке. При работе над замкнутым контуром, вазой или коробкой плетение выполняют по часовой стрелке. Наращивание одиночной газетной трубочки в замкнутых изделиях ведут по часовой стрелке.

Рисунок 1. Простое плетение

В разомкнутых прямоугольных изделиях, если делают плоскую поделку – днище изделия, работу выполняют прямыми и обратными рядами. После того как закончен один ряд, рабочей трубочкой огибают крайнюю стойку и ведут плетение в противоположную сторону (рис. 2).

Рисунок 2. Простое плетение в разомкнутых прямоугольных изделиях

Простое плетение интересно тем, что его можно выполнять двойными и тройными газетными трубочками, одновременно можно брать от двух до четырех трубочек. Однако сам принцип плетения остается тот же: две или три трубочки нужно попеременно закладывать за одну стойку (рис. 3).

Рисунок 3. Простое плетение несколькими трубочками

Еще одной разновидностью простого плетения является плетение одинарными, двойными или тройными газетными трубочками, при котором трубочки вплетают к стойкам под углом (рис. 4). Число вплетаемых трубочек и угол наклона зависит от выбранного рисунка, но принцип плетения остается прежним, три трубочки нужно попеременно закладывать за одну стойку.

Рисунок 4. Простое плетение несколькими трубочками с наклоном

Множество разновидностей насчитывает ажурное плетение. Ажурное плетение бывает простым и сложным, с его помощью можно создать имитацию рисунков и фигур. Любое изделие, изготовленное этим способом, воздушное и невесомое.

Послойное плетение

Послойное плетение – это одна из многочисленных вариаций простого плетения. Разница состоит в том, что послойное плетение всегда сплошное, тогда как простое плетение может быть с просветами, т. е. ажурным. Другими словами, любое простое плетение, если оно сплошное, должно быть послойным. В работе можно использовать только трубочки одинаковой длины и толщины.

Число стоек в послойном плетении так же должно быть нечетным. Для начала послойного плетения рядом с каждой основной стойкой нужно прикрепить еще одну дополнительную стойку. При этом можно формировать многоцветный рисунок, если взять три трубочки одного цвета, а одну трубочку контрастного цвета. Для формирования узора нужно чередовать цветные стойки. Кроме того, трубочки нужно переплетать сначала через две стойки: основную и дополнительную, затем через одну основную стойку, получается плетение слоями. При создании многоцветного рисунка в начале плетения рабочей трубочкой одного цвета огибают одну пару стоек спереди и заводят ее за следующую основную стойку. Затем рабочей трубочкой другого цвета огибают основную стойку спереди и заводят за следующую.

Если нет желания создавать многоцветный рисунок, то можно вести плетение просто двумя рабочими трубочками, выполняя все вышеописанные действия.

Послойное плетение иногда выполняют без использования прямого угла с направляющими стойками, т. е. выполняют наклонное послойное плетение. Процесс начинают с более толстой части и проталкивают трубочку одну в другую, а третью опять заправляют за первую. Технику выполнения этого плетения удобней всего проследить на примере оплетки простой прямоугольной коробки.

Работу следует начинать с изготовления каркаса, для чего сделать разметку простым карандашом на ее донышке. По этой разметке к картонному основанию донышка приклеивают нечетное количество вертикальных трубочек – стоек, это придаст устойчивость плетению и обеспечит надежное плетение без сбоев. Стойки должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расстояние между стойками не должно быть очень большим, однако не следует размещать трубочки вплотную. Расстояние между стойками определяет частоту переплетения газетных трубочек. При малом расстоянии плетение будет плотнее и мельче. С увеличением этого расстояния плетение будет крупнее, но более рыхлое. Для небольшого изделия оптимальное расстояние – шаг в 3 см.

На углах коробки вне зависимости от величины шага обязательно должны располагаться стойки, что делает плетение аккуратным и четко выраженным. После выполнения разметки начинают приклеивание трубочек, которые сформируют каркас коробки. Работая над созданием каркаса, рекомендуется применять клей мгновенной фиксации, что значительно ускоряет работу.

Потом осторожно поворачивают коробку, поднимают вверх все трубочки и фиксируют их резинкой или прищепками. После завершения всей работы дно с приклеенными трубочками каркаса прикрывают, наклеив сверху вырезанный по размеру кусок картона, желательно под цвет изделия.

Начиная плетение, пропускают трубочку через одну стойку послойно, то сверху, то снизу. При создании первого ряда рабочую трубочку каждый раз просто поворачивают за соседнюю стойку. Так продолжают до конца ряда.

После завершения первого ряда приклеивают к дну коробки дополнительную трубочку, которой затем выполняют плетение стенки. Фиксацию производят широким концом трубочки. В ходе работы эту трубочку приходится постоянно наращивать.

Дополнительную трубочку укладывают поперек, оплетая стойки так, чтобы было строго соблюдено чередование.

Схема плетения выглядит следующим образом:

♦ первую стойку оплести снаружи, т. е. трубочку положить поверх стойки с лицевой стороны;

♦ вторую стойку оплести изнутри, т. е. протягивать трубочку за стойкой с обратной стороны;

♦ третью стойку снова оплести снаружи, укладывая трубочку поверх стойки.

Так следует продолжать плетение дальше, до желаемой высоты бортика.

Если трубочка закончится, то ее надо нарастить, вкладывая ее узкий конец в широкий конец новой трубочки.

Как только плетеная часть достигнет края коробки, плетение надо заканчивать. Рабочую трубочку, которой выполнялось плетение, аккуратно зафиксировать клеевым карандашом. Оставшийся свободный конец трубочки с помощью пинцета следует спрятать за стойкой. В результате должна получиться коробочка с торчащими вверх стойками, которые еще понадобятся для оформления края изделия.

Плетение рядами

Плетение рядами – это один из вариантов простого плетения. При таком плетении первая трубочка располагается под первой направляющей стойкой. Плетение этой трубочкой следует выполнять так же, как обычное простое плетение до того момента, пока не закончится первая трубочка. Вторую трубочку надо уложить под второй направляющей стойкой и продолжить плетение так же, как и первой трубочкой, через направляющую, как и при простом плетении.

Таким же образом следует плести и третьей трубочкой, до тех пор, пока, не будет замкнут или не закончен ряд. Этот способ хорош тем, что одновременно можно использовать сразу три газетных трубочки.

Плетенка шахматная

Шахматная плетенка, или плетенка в две трубочки, также считается простейшим видом плетения. Этот один из вариантов простого плетения. Для ее выполнения надо приклеить к картонному донышку четное количество стоек на одинаковом расстоянии, равном ширине 2—3-х трубочек. После этого дополнительной трубочкой в поперечном направлении обогнуть с лицевой стороны сразу 2 стойки. Затем этой же трубочкой обогнуть так же 2 стойки, но с обратной стороны. При изготовлении плетеного полотна трубочки необходимо располагать вплотную друг к другу.

Для того чтобы сделать рисунок плетения контрастным, в работе используют темные и светлые трубочки.

Во время плетения трубочки двух цветов чередуют так, чтобы получались квадраты разных цветов, сменяющие друг друга (рис. 5).

Рисунок 5. Шахматная простая плетенка

Веревочное плетение

Веревочка – достаточно прочное плетение, обычно его используют в сочетании с простой плетенкой. Веревочное плетение так же является вариантом простого плетения. Особенность такого плетения состоит в том, что с его помощью можно заплести любой каркас из вертикальных трубочек по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочным, поэтому часто веревочное плетение применяют для изготовления основы поделки – днища, для укрепления верхних и нижних рядов, а также веревочкой соединяют элементы в ажурном плетении.

Плетение веревочкой выполняют одновременно двумя поперечными трубочками. Особенность плетения состоит в том, что в работе задействованы не только направляющие трубочки, но их еще переплетают одну с другой. Недостаток плетения – достаточно низкая скорость исполнения.

Для работы устанавливают нечетное количество стоек, отбирая по возможности самые длинные трубочки, чтобы было меньше стыков.

Плетение веревочкой в две трубочки

Вертикальные трубочки-стойки располагают на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетают их двумя поперечными трубочками, перехлестывая последние между собой.

Первую трубочку закрепляют с внутренней стороны, огибают ею стойку и выводят в следующее отверстие. Вторую закрепленную трубочку протягивают под внешним витком первой трубочки и огибают ею следующую стойку над вышедшей первой трубочкой (рис. 6).

Рисунок 6. Веревочное плетение в две трубочки

Закончив переплетение всех вертикальных трубочек, начинают их переплетение новой парой и так продолжают дальше. Две поперечные трубочки, обходя вертикальные стойки, сплетаются друг с другом, образуя что-то похожее на веревочку. В процессе плетения поперечные трубочки сдвигаются и уплотняются.

Веревочное плетение в три трубочки

Если выполняют веревочное плетение в 3 трубочки, то первой трубочкой огибают сразу две стойки. Затем из-под этой трубочки выводят вторую и сверху огибают еще две стойки, после чего включают третью трубочку, которая также идет внахлест над первой и второй трубочкой (рис. 7).

Рисунок 7. Веревочное плетение в три трубочки

Веревочное плетение в четыре трубочки

Плетение веревочкой в четыре трубочки можно выполнить двумя способами. Один из них похож на описанный выше способ плетения одиночной трубочкой. При плетении вторым способом каждой трубочкой огибают две стойки с одной и другой стороны, т. е. и спереди, и сзади. В результате нахлест образуется сразу на двух стойках, поэтому лицевая и внутренняя стороны будут иметь одинаковый вид.

Выполняя плетение «клеточкой» можно расположить поперечные и продольные трубочки не под прямым углом, а под другим углом (60°). Тогда сформируются клетки не квадратной, а ромбической формы.

Квадратное плетение

Квадратное плетение, или плетение клеточкой, является разновидностью простой «плетенки», т. е. простого плетения. В этом варианте плетенки каждую вертикальную стойку переплетают с каждой поперечной трубочкой-соломинкой, иначе говоря, плетение осуществляют через шаг. При этом и те, и другие трубочки должны располагаться на равном расстоянии друг от друга – именно в этом состоит отличие плетение «квадратиками» от обычной «плетенки». Благодаря такому плетению, изделия из квадратиков по рисунку напоминают текстиль.

Плетение начинают с широкого конца трубочки, используя две направляющих. Вторую трубочку ведут так же, как и первую, через две направляющих, но с другой стороны. Плетение продолжают до тех пор, пока не выйдет квадрат, т. е. расстояние у направляющих стоек должно быть равно высоте вплетенной трубочки. После этого приступают к плетению следующего квадрата. При всей простоте исполнения этот способ требует внимательного наблюдения за углами.

Плетение ромбической формы можно не делать специально. Его возможно сформировать из квадратного полотна путем сдавливания (сведения) пары противоположных углов.

Изготовление ровного плетеного полотна «клеточкой» можно вести от центра, удобней всего это делать на подставке: доске, куске картона или толстой фанеры. Плетение располагают в центре подставки, в него поочередно вплетают вертикальные и поперечные трубочки. Каждый раз после формирования квадрата подставку с формируемым полотном поворачивают на 90°.

Также плетение квадратиками можно выполнять от угла. В этом варианте на угол подставки укладывают две пересекающиеся трубочки в соответствии со сторонами угла. Затем вплетают очередные вертикальные и поперечные трубочки. Для того чтобы трубочки не разъезжались, их крепят скрепками или прищепками.

Плетение квадратиками считается наиболее удобной разновидностью, поскольку классическая симметрия формы позволяет легко рассчитывать и формировать изделия практически любого вида. Поэтому новичкам легче всего осваивать плетение различных изделий именно этим способом.

Плетение «елочкой»

Плетение «елочкой» также является одной из разновидностей простого плетения. Этот вид сложнее, чем плетение квадратиками, но более красив. К тому же этот вид позволяет получать полотно плотнее, поскольку ленты при данном плетении легко сдвинуть.

Плетение «елочкой» выполняют на основе веревочки по следующему принципу. Сначала из двух трубочек плетут веревочку. Следующий ряд также плетут веревочкой, но в обратном направлении. Нижняя трубочка второй веревочки в зеркальном отображении повторяет движения верхней трубочки первой веревочки (рис. 8).

Начиная плетение «елочкой», подготовленные трубочки укладывают так же, как при плетении «клеточкой». Но каждую поперечную (горизонтальную) трубочку при этом вплетают через две вертикальные, т. е. через два шага. Каждую последующую попе речную трубочку сдвигают на один шаг по отношению к предыдущей вертикальной трубочке. В начале плетения «елочкой» укладывают на подставке все вертикальные трубочки. Затем приступают к их переплетению поперечными трубочками.

Рисунок 8. Начало плетения «елочкой»

Плетение можно вести и от центра, и справа, и снизу, но при этом необходимо сохранять последовательность укладки поперечных лент. Выполняя этот вид плетения, легко получить иной рисунок «елочки», если вертикальные и поперечные трубочки расположить под углом друг к другу.

Сначала плетение «елочкой» лучше осваивать с помощью бумажных трубочек двух цветов: один цвет для вертикальных направляющих, а другой, контрастный, для поперечных трубочек.

После того как будет освоена классическая «елочка», можно без особых затруднений освоить плетение ее вариантов в виде квадратов или лучей, расходящихся от центра. В обоих случаях плетение ведут от центра.

Осваивая разновидности плетения «елочкой», их тоже лучше сначала проделать бумажными трубочками двух контрастных цветов, предварительно пронумеровав.

Можно применять различные сочетания переплетения продольных и поперечных трубочек, что позволит получать самые разнообразные плетеные орнаменты, включая многоцветные.

Косое плетение

Косое плетение – эта разновидность простого плетения, т. е. оно относится в группу вариантов простого плетения (рис. 9).

Рисунок 9. Косое плетение

Этой разновидности присуща относительная сложность по сравнению с уже описанными вариациями простого плетения.

Сначала закрепляют вертикальные стойки. Первую трубочку закрепляют на основании с внутренней стороны плетения. После этого огибают стойку спереди под некоторым углом к основанию, следующую стойку огибают сзади. Следующую трубочку закрепляют с левой стороны и повторяют все движения первой поперечной трубочки. В результате получается наклонный узор.

Плетение «косичкой»

Плетение косичкой с загибами является особой формой простого плетения. Оно требуется для придания готовому изделию законченного вида, с его помощью обычно завершают плетение боков и стенок изделия. Это плетение бывает накладное и кромочное. Накладную косичку плетут с использованием нескольких трубочек, сплетая их с кромкой стенок.

Кромочную косичку выплетают из направляющей стойки против часовой стрелки. В отличие от предыдущих видов в плетения, «косичкой» работают вертикальные стойки, оставшиеся после плетения боковых стенок коробочки.

Для плетения следует приготовить трубочку примерно такого же диаметра, как и стойки. В ходе плетения стойка загибается, при этом под сгиб надо что-нибудь подложить.

В плетении можно использовать спицу, с помощью которой первая направляющая заводится под вторую, а затем ее выводят внутрь. В месте выхода первой направляющей делают отметку. Третью направляющую заводят за первую стойку и оставляют снаружи, а вторую направляющую заводят под третью стойку и оставляют внутри. Первая направляющая стойка оплетает четвертую стойку, при этом ее оставляют снаружи, вторую направляющую сплетают с пятой стойкой, и продолжают плести дальше таким же образом.

Принцип этого плетения состоит в том, что каждые три направляющие сгибают вместе, из них две стойки проталкивают под три трубочки. В завершение оплетки косичка со спрятанными концами оставшихся трубочек замыкается в начале плетения, все то, что остается, обрезается.

Плетение наборами трубочек существенно ускоряет рабочий процесс, полотно выходит прочнее и красивее. К тому же наборы трубочек легче сдвигаются, в результате чего изделие уплотняется.

Кромочные косички могут быть нескольких типов.

Первый тип косички огибает одну стойку, для чего подкладывают под оставшийся конец стойки трубочку и загибают его впереди правой стойки параллельно основанию. Закрепляют этот конец за последующей стойкой. Вторую стойку, впереди которой выполнялся нахлест, огибают впереди следующей стойки и обрезают за последующей стойкой.

Второй тип косички выполняют так же, как и простую плетенку. Для этого загибают стойку и обвивают ею все последующие стойки. Остальные стойки заплетают подобным образом.

Третий тип косички плетут по принципу веревочки, для чего каждой согнутой стойкой огибают спереди два стойки и одну стойку сзади. Каждая последующая заплетаемая стойка пропускается снизу и идет внахлест.

Четвертый тип косички плетут также по принципу веревочки следующим способом. Каждая сгибаемая стойка огибает две стойки спереди и две стойки сзади. Внешне плетение такой «косичкой» напоминает веревочку.

Ажурное плетение

Ажурное плетение – это один из способов отделки изделия, выполненного из газетных трубочек. С его помощью плетеной поделке придают красоту и изящество. Среди разновидностей ажурного плетения есть различные виды украшений, используемые при завершении плетения – это волны, уголки, овалы, кресты, ромбы.

В работе с ажуром по большей части используют стойки – вертикальные направляющие, благодаря которым образуется чудесный узор. Ажурные вставки могут быть использованы в качестве украшения и внутри самого изделия.

При создании любого изделия с ажурным плетением сначала выполняют несколько рядов простым плетением, затем определяют оставшуюся длину стоек и исходя из этой величины подбирают рисунок. Ажурное плетение не настолько сложно и вполне доступно даже для начинающих мастеров.

Прямой ажур

Эту разновидность ажура обычно выполняют во второй половине плетения в виде полосок-просветов определенной ширины, их образуют не оплетенные поперечными трубочками стойки. Поэтому в этом случае стойки следует делать из особо прочных трубочек. Для создания таких ажурных полосок выполняют первую часть работы на желаемую высоту и закрепляют ее плетением веревочкой.

Рисунок 10. Прямой ажур

Затем отступают на некоторое расстояние (нужная ширина просвета), снова выполняют на стойках необходимое число рядов веревочкой. После этого продолжают плетение основным узором (рис. 10).

Полотняный ажур

Полотняный ажур создают на базе прямого ажурного плетения. Его обычно выполняют из сплющенных скалкой газетных трубочек, но отбирать для такого плетения необходимо достаточно прочные заготовки.

Прямое полотняное ажурное переплетение ведут в такой последовательности: на подставку укладывают нужное количество вертикальных стоек. Их число зависит от размера задуманной ажурной плетенки, но оно обязательно должно быть нечетным. Трубочки размещают вертикально и параллельно друг другу с расстоянием примерно в 2–2,5 см. Концы трубочек приклеивают или прижимают прессом. Для удобства работы их можно пронумеровать, чтобы видеть четные и нечетные стойки.

После этого приподнимают четные трубочки через одну и укладывают под них строго перпендикулярно первую горизонтальную трубочку. Эту операцию удобней выполнять пинцетом, но подойдет и вязальный крючок. Затем приподнимают нечетные вертикальные трубочки и укладывают под них строго перпендикулярно вторую горизонтальную трубочку. Между первой и второй горизонтальной трубочкой необходимо четко выдержать то же расстояние, что и между вертикальными. Красоту столь простого ажурного узора создает именно точность исполнения (рис. 11).

Рисунок 11. Полотняный ажур

Полотняный ажур с косой оплеткой

Сначала выполняют прямой полотняный ажур из сплющенных скалкой газетных трубочек.

На подставку укладывают требуемое нечетное количество вертикальных стоек, выдерживая между ними одинаковое расстояние. Затем протягивают поперечные трубочки, также выдерживая между горизонталями одинаковое расстояние.

Далее вертикальные стойки и поперечины оплетают трубочками по диагонали, чередуя укладку – то сверху, то снизу. Оплетать можно как две горизонтальные направляющие, так и увеличить число оплетаемых горизонтальных рядов до четырех.

Узор простой, но несколько кропотливый, требует сосредоточенности при выполнении (рис. 12).

Рисунок 12. Полотняный ажур с косой оплеткой

Ажур крестиком

Ажур крестиком по способу выполнения очень похож на прямой. И в этом случае ажур определенной ширины образуют стойки, не оплетенные поперечинами (рис. 13).

Рисунок 13. Ажур крестиком

Для этого узора также требуются стойки из особо прочных трубочек. Перед созданием ажурных полосок первую (нижнюю) часть работы после плетения на желаемую высоту завершают плетением веревочкой. После этого стойки попарно перекрещивают между собой, а чтобы удержать их в таком состоянии, скрепляют места пересечения скрепкой. Далее делают небольшой просвет – ширина ажура, затем продолжают плетение сначала веревочкой (1–2 ряда), а дальше плетут основной узор.

Ажур ромбиком

Технология выполнения ажура ромбиком схожа с плетением ажура крестиком. Только в этом случае выполняют не одинарное перекрещивание, а двойное или тройное перекрещивание стоек.

Прежде чем переходить к выполнению ажура, заканчивают основной рисунок плетением веревочкой. Затем перекрещивают стойки необходимое число раз и снова начинают плетение веревочкой. Оно способствует надежному закреплению стоек в нужном положении (рис. 14).

Рисунок 14. Ажур ромбиком

Диагональное атласное плетение

Техника выполнения этого плетеного узора схожа с полотняным ажуром. Вертикальные трубочки таким же образом выкладывают на одинаковом расстоянии, но горизонтальные трубочки укладывают уже через 2 вертикальные направляющие. Выполняют эту работу с помощью пинцета или вязального крючка. В каждом последующем ряду переплетение сдвигают вправо или влево на одну трубочку. Продолжают плетение до тех пор, пока работа не достигнет требуемых размеров (рис. 15).

Рисунок 15. Диагональное атласное плетение

Этот узор можно немного усложнить, если протянуть между образовавшимися ромбами дополнительную горизонтальную трубочку. Такой прием увеличит прочность ажурной вставки (рис. 16)

Рисунок 16. Усложненное диагональное атласное плетение

Набравшись опыта, вы сможете без особых проблем создавать на основе базовых приемов свои оригинальные узоры плетения из газетных трубочек.

Ажурные бордюры

Плетеные поделки очень часто украшают ажурным рисунком в виде различных бордюров. Такие бордюры формируют по мере выполнения плетения, если изделие задумано большого размера. Но при изготовлении какого-либо небольшого предмета их плетут и в самом начале работы.

Для выполнения красивого бордюра в форме волн или овалов необходимо подобрать прочные, но достаточно эластичные трубочки, которые будут хорошо сгибаться во время работы.

Ажур овалом

Для выполнения ажурного бордюра по краю изделия, в котором чередуются овалы, трубочку предварительно слегка проминают пальцами в месте будущего сгиба с внутренней стороны, чтобы не было видно следов. Затем отрезают стойку на нужную длину с небольшим припуском, после чего вклеивают готовую изогнутую стойку в приготовленное заранее место, располагая их одну перед другой со сдвигом на половину ширины овала (рис. 17).

Рисунок 17. Ажур овалом

Ажур волной

Техника выполнения бордюрного края «ажур волной» мало чем отличается от выполнения ажура овалом. Точно так же подбирают и готовят бумажные трубочки, только располагают их по другому принципу. В волновом узоре изогнутые овалом стойки располагают и одну перед другой со сдвигом на половину овала, и одну за другой. Кроме того, изогнутые овалом стойки могут быть разной высоты и ширины, тогда чередование различных овалов создает волновой узор (рис. 18).

Рисунок 18. Ажур волной

Ажур углом

Трубочки для такого ажура следует отбирать по тому же принципу, что и для ажура овалом. При выполнении бордюрного края «ажур углом» бумажную трубочку осторожно сгибают в середине под определенным углом, величина которого зависит от выполняемого рисунка. Трубочку можно согнуть под прямым или под острым углом до 30°. Сгиб трубочки под острым углом больше подходит для изделий значительной высоты.

Мелкие неглубокие плетенки рекомендуется отделывать невысоким бордюрным краем, сгибая трубочку под прямым или даже под тупым углом.

От места сгиба по обеим сторонам от него отмеривают равное расстояние и отрезают трубочку с небольшим припуском. Конец одной стойки отрезают под углом и вклеивают его в основание другой стойки. Продолжают крепление стоек подобным образом по окружности или до конца ряда, если это прямоугольное изделие (рис. 19).

Рисунок 19. Ажур углом

Спиральное, или витое плетение

Простое спиральное плетение немного сложнее всех предыдущих видов, так как оно представляет собой комбинацию многих приемов плетения.

В этом виде плетения строго фиксировано число стоек: на каждые 2 витка плетения должно приходиться 15 стоек, в зависимости от этого и рассчитывают плетеный узор.

Суть спирального плетения состоит в следующем: сначала простой плетенкой в одну трубочку оплетают 5 стоек, а затем следующие 3 стойки огибают с передней стороны. В процессе плетения последующих рядов нужно следить, чтобы перехлесты создавали одну сплошную цепочку, обвивающую изделие со всех сторон.

В процессе простого спирального плетения может быть использовано любое количество трубочек, но не меньше 4-х. Фактура готового изделия зависит от количества трубочек, которые были задействованы в работе. Сечение фигуры, полученной в результате спирального плетения, всегда будет представлять собой многоугольник, количество сторон которого на единицу меньше количества трубочек, задействованных в работе.

При плетении из 5-ти трубочек в сечении получается квадрат, плетение из 4-х трубочек дает треугольник и т. д. Чаще всего мастера плетут спиральную плетенку на 5-ти трубочках, эта техника аналогична той, что применяют при изготовлении плетеных изделий из соломы. Для спирального плетения отбирают прочные, но гибкие газетные трубочки. Перед плетением их немного прокатывают скалкой.

Плетение из 4-х трубочек

Берут 3 длинные трубочки, при необходимости сращивают по 2 обычные. Укладывают трубочки так, чтобы из перекрестья отходили 6 лучей. Для ровного плетения углы между лучами должны быть одинаковыми – по 60°. Для плетения изделия большего диаметра скрещивают уже 4 трубочки, тогда углы должны быть по 45°. Чем больше трубочек задействовано в плетении, тем больше будет ребрышек и тем плотнее будет плетение. Места скрещивания проклеивают для надежности. Точно по центру перекрестья трубочек устанавливают форму и добавляют четвертую трубочку. Ее укладывают ниже места перекрестья так, чтобы получился равнобедренный треугольник с вершиной в точке перекрестья (рис. 20). Добавленная четвертая трубочка при этом касается формы.

Рисунок 20. Схема первоначальной укладки 3-х трубочек

Затем загибают трубочки, укладывая их так, чтобы они касались формы, с направлением плетения против часовой стрелки по схеме (рис. 21). Плетение каждого ряда состоит из четырех шагов. Во время плетения выдерживают одинаковые углы между скрещивающимися газетными трубочками.

После того как первый ряд сплетен, плетут второй ряд поверх первого. При перекрещивании трубочек обязательно выдерживают одинаковые углы. Во время плетения трубочки естественным образом укорачиваются, то есть вплетаются в изделие. Их наращивают, а чтобы трубочки при этом не раскручивались, склеивают клеем «Момент», клеевым карандашом или скрепляют прищепкой. Далее продолжают плетение рядами на нужную высоту, постоянно соблюдая равенство углов.

Рисунок 21. Пошаговая схема плетения на 4-х газетных трубочках

Плетение из 5-ти трубочек

Спиральное плетение с использованием 5-ти газетных трубочек выполняется по кругу и состоит из пяти шагов:

♦ во время первого шага подготовленные трубочки собирают в пучок и связывают так, чтобы 2 трубочки располагались поблизости друг от друга. 3 другие трубочки должны быть удалены друг от друга, расстояние между ними оставляют равным четверти круга. Трубочки во время работы держат левой рука, а правой выполняют плетение;

♦ на втором шаге 2-ю трубочку укладывают поверх первой, одновременно перегибают первую трубочку через вторую в направлении от себя и укладывают ее поверх третьей трубочки;

♦ шаг третий начинают с разворота работы в направлении часовой стрелки. В это время первая и третья трубочки лежат в правой руке. Движением правой руки перегибают третью трубочку вокруг первой, одновременно укладывая ее на четвертую трубочку;

♦ шаг четвертый также начинают с разворота работы в направлении часовой стрелки. Теперь в правой руке находятся четвертая и третья трубочки, из них четвертая трубочка будет рабочей. Именно ее перегибают вокруг третьей трубочки, укладывая на пятую;

♦ на пятом шаге опять поворачивают работу в направлении часовой стрелки. Теперь в правой руке лежат четвертая и пятая трубочки. Движением правой руки пятой трубочкой оборачивают четвертую так, чтобы она легла сверху на вторую трубочку. На этом движении первый круг плетения закончен (рис. 22).

При выполнении простого спирального плетения следует соблюдать некоторые несложные правила, что позволит осуществлять работу без особых усилий. Каждый виток при этом будет аккуратным и ровным, а вся работа получится без ненужных выступов и просветов.

Рисунок 22. Пошаговая схема простого спирального плетения

При выполнении поворотов трубочки надо укладывать плотно. Место перегиба трубочки четко фиксировать при помощи большого и указательного пальцев. Трубочку укладывать так, чтобы она ложилась без изломов, поэтому ее надо направлять по касательной. Витки будут располагаться равномерно, если длина всех сторон сечения будет одинаковой. Если соблюдать эти несложные правила, фигура, формируемая в процессе плетения, получится равносторонняя и с одинаковыми углами.

Разнообразные плетенки из газетных трубочек, выполненные в технике прямого переплетения, могут служить в качестве фона панно, салфеток, фрагментов аппликаций и деталей объемных изделий.

Можно сдвинуть рабочую трубочку ближе к внешнему краю сечения и удерживать ее пальцами, такой прием позволит расширить плетение. Также величина сдвига меняется в зависимости от диаметра трубочки, задействованной в работе. Поэтому для равномерности всего изделия следует заранее отбирать трубочки одинаковой толщины.

Соответственно, при сдвиге рабочей трубочки внутрь плетение будет сужено. Этим приемом удобно воспользоваться при плетении вазы или другого изделия, которое должно сужаться в верхней части. Для равномерного сужения трубочки загибают и укладывают ближе к центру. Однако принцип соблюдения одинаковой величины углов остается неизменным.

Плетение спиральным методом для круглой формы

Для получения основы круглой формы требуются 4 заготовки по 4 трубочки – 16 длинных трубочек. При необходимости короткие трубочки сращивают по две. Длинные заготовки переплетают между собой так, чтобы 4 трубочки из одной заготовки легли поверх 4-х трубочек из другой. В результате должен получиться прямоугольный крест.

После этого 2 рабочие трубочки соединяют вместе, складывают их и заводят за первую группу из 4-х трубочек. Далее плетение выполняют веревочкой, то есть ту рабочую трубочку, которая располагалась внизу, проводят над следующей группой из 4-х трубочек, а верхнюю трубочку заводят под нее.

Подобным образом плетут 3 ряда, после чего начинают разводить группы из 4-х трубочек по две, чтобы формировались лучи.

На сформированных лучах плетут еще 3 ряда, затем разводят трубочки по одной и формируют в два раза большее число лучей.

После этого продолжают плетение до получения нужного размера круглой детали. Завершив плетение этой детали, закрепляют рабочие трубочки, спрятав кончики.

Плетение по краю

Плетение по краю выполняют, когда работа над изделием завершена и остается только красиво заделать его края. Края допустимо формировать по-разному: в частности, можно просто загнуть стойки внутрь изделия и зафиксировать их клеем, или сплести по краю оригинальную косичку, или оформить бордюрный край.

Для плетения по краю используют следующий прием: берут одну стойку, отсчитывают от нее еще две и 3-й стойкой прячут первую, пропуская ее между 3-й стойкой и основным плетением. Эту часть работы чаще всего выполняют пинцетом. В результате получается красивый законченный верх, который не требует применения клея.

Выполняя плетение по краю, следует учитывать, что бумага гораздо эластичнее и мягче лозы. Поэтому в самом конце плетения после заправки трубочек из газеты при любой форме загибки по краю рекомендуется дополнительно укрепить изделие при помощи универсального клея ПВА. Каплю клея нужно нанести на конец каждой трубочки в том месте, где она прилегает к изделию.

Края изделия можно оформить путем выполнения загибки. Для этого продолжают плетение на нужную высоту, прячут внутрь кончики рабочих трубочек. Затем выполняют загибку, то есть вертикальную трубочку-стойку (основу стенки) заводят за следующую стойку и отгибают вниз. Так продолжают до конца ряда или окружности, заводя каждую трубочку основы за соседнюю стойку. Последнюю трубочку заводят в петельку первой загнутой трубочки.

В принципе на этом можно завершить плетение края, но лучше не спешить и не отрезать концы трубочек, которые оказались снаружи изделия. Рекомендуется выполнить еще один ряд, который полностью закроет плетение. Для этого трубочки заводят в петельки предыдущего ряда, но уже в обратном направлении.

В завершение наносят клей в те места, где будут отрезаны остатки трубочек.

Плетение по краю косичкой обычно применяют при изготовлении корзин или коробочек в технике послойного плетения. Чаще всего веревочкой делают три ряда в 3 трубочки. Можно в качестве отделки для плетения веревочки приклеить к стойкам 3 трубочки другого цвета.

Для плетения веревочкой по краю берут 2 рабочие трубочки, заводят их над правой трубочкой основы, после чего пропускают за следующую трубочку основы с обратной стороны и выводят наружу. Следующей парой трубочек берут ту, которая находится слева от плетения. Эти два приема проделывают со всеми рабочими трубочками по кругу. В конце плетения прячут их концы, приклеив их к трубочкам основы с обратной стороны. Можно также подрезать все стойки на одинаковую высоту и проплести веревочкой еще два ряда, оплетая и трубочки основы, и лишние концы послойного плетения. После этого просто обрезать лишние кончики стоек, если они еще видны.

Поверхность изделий, выполненных в технике прямого плетения из листов глянцевых изданий и покрытых лаком, обладает эффектом светотеневой игры, которая подчеркивает рисунок и фактуру плетения.

Отделка и декорирование плетеных изделий

В работе по декорированию изделий, сплетенных из газетных трубочек, используются следующие дополнительные материалы и инструменты:

♦ акриловая краска для стекла или керамики. Допустимо взять другую краску, но тогда покрытие изделия лаком станет обязательным;

♦ морилки на основе спиртовых растворителей, а также почти все синтетические краски для шерстяных и бумажных тканей, кожи, шерсти, меха, то есть для всех натуральных материалов. Но изделия, покрашенные этими красителями, также придется покрывать лаком;

♦ акриловая грунтовка для малярных работ;

♦ прозрачный акриловый лак для декупажа;

♦ ткани, атласные ленты, кружево, нитки в тон;

♦ крупные бусины, красивые пуговицы, медальоны или другие предметы для декорирования узла ленты;

♦ красивая фотография или рисунок для украшения внутреннего дна и кусок стекла по размеру;

♦ красивая картинка для декупажа;

♦ кисти нескольких номеров для краски;

♦ губки для нанесения лака.

Цвета красок и тканей следует подбирать в соответствии с цветовой гаммой интерьера, в котором будут находиться изделия, сплетенные из газетной бумаги.

Изделие, сплетенное из газет, выглядит как созданное из натуральной лозы, если покрыть работу красками, морилкой или лаком соответствующего цвета.

Окрашивание

При окраске плетеного изделия желательно использовать краску, которая не боится воды. Для этого отлично подойдет акриловая краска для стекла и керамики, ей достаточно покрыть готовое изделие 1–2 раза. Для получения яркой нарядной вещи после грунтования можно использовать любую акриловую краску на водной основе из строительных магазинов, а также акриловые краски для декорирования различных поверхностей. Эти материалы просты в работе и доступны по цене. Для оформления плетеных изделий из газетной бумаги наиболее подойдут водно-дисперсионные полиакриловые краски.

Сначала готовое изделие обрабатывают акриловой грунтовкой для малярных работ, которая укрепляет поверхность материала, в результате чего поглощает меньше краски, а сама краска ложится ровнее. Не следует пропускать этап грунтовки перед окрашиванием. Без грунтования в готовых изделиях, которые сплетены даже из окрашенных заранее трубочек, просвечивает газетный шрифт. Готовое изделие теряет прочность. В качестве грунтовки также применяют универсальный клей ПВА, покрывая готовое изделие густым слоем. Но при использовании клея ПВА следует проявить осторожность – изделие размягчается при излишнем намокании и может покоситься. После нанесения клея ему дают полностью просохнуть. Для большей прочности и надежности обработку повторяют несколько раз. После того как изделие полностью высохло, его красят и покрывают лаком.

Акриловая краска мягкая в использовании, с живописными качествами, она дает прекрасный глянцевый блеск. При окрашивании плетеных изделий можно использовать акриловые краски необычных расцветок: «антик» или «античность» создают эффект патины, «металлик» дает оттенки серебра и золота. Оригинально смотрятся изделия, окрашенные акриловыми красками «иней», «камень», «жидкий металл» или «флуоресценция». Акриловую краску для получения нужной консистенции разводят водой, после нанесения на изделие она высыхает в течение 20–30 мин.

Готовые плетеные изделия часто красят морилкой для дерева, чтобы придать вид натуральных прутьев или лозы. Морилка для дерева – это водорастворимый краситель. Ее можно наносить после высыхания слоя грунтовки для малярных работ. Окрашивая деревянные и бумажные изделия, она придает им насыщенный коричневый цвет под орех. Но морилка имеет и другие красивые тона, подходящие для газетных трубочек: светлый бук, махагон под красное дерево и совсем темный мореный дуб. Изделие, по которому прошлись морилкой, приобретает стильный и изысканный вид.

Горизонтальные поверхности изделий из газетной бумаги красят морилкой сначала вдоль, затем поперек, а затем снова вдоль. Такой прием дает лучший эффект. При окраске вертикальных поверхностей морилку наносят снизу вверх, тогда брызги не попадают на еще не прокрашенные участки, поэтому не появляется ненужных разводов и пятен.

Готовое изделие из газетной бумаги можно окрашивать морилкой на основе спиртовых растворителей. Она совсем не подходит для окраски трубочек, потому что она придает им сильную жесткость, в результате трубочки ломаются при плетении. Готовым же изделиям такая морилка не повредит, им лишняя жесткость не помешает. Однако она может образовывать разводы на поверхности, поэтому изделие из газетных трубочек надо заранее слегка увлажнить теплой водой, а потом уже красить.

Тот, кто хочет создать разноцветное изделие, но не уверен в своей способности аккуратно окрасить его, может выполнить плетение из листов тонкой цветной бумаги.

Также можно красить плетеные изделия колером, разведенным грунтовкой, так как она способствует надежному закреплению колера. Пропорции вложения колера и грунтовки приходится каждый раз устанавливать экспериментально. Когда в грунтовку добавляют больше колера, то получается более сочный цвет. Если влить меньше грунтовки, цвет приобретает прозрачность.

Этот способ окрашивания изделий имеет один недостаток: текст на газетной бумаге не всегда закрашивается полностью. Для того чтобы буквы после покраски не были видны, придется разводить колер грунтовкой в пропорции 9: 1. Такая пропорция делает колер достаточно жидким, чтобы им можно было красить.

Можно красить плетеные изделия акварелью, ее цвета не очень яркие и прозрачные. Помимо обычных разноцветных красок, существует также бронзовая, серебряная и золотая акварель. Недостаток акварели в том, что ее необходимо сильно разбавлять водой, что не всегда полезно для готовой поделки. Также полностью высохшую вещь надо обязательно покрывать лаком.

Оптимальна по цене и по качеству гуашь из детских наборов для окрашивания небольших поделок. Художественная гуашь, конечно, лучше по качеству, но она и значительно дороже. Гуашь разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны и выполняют окрашивание. Ее основные цвета: желтый, красный, черный, белый, синий, зеленый. Для получения нужных тонов и оттенков достаточно смешать основные цвета. Если при окраске изделий можно использовать перламутровые, флуоресцентные, серебряные, золотые или бронзовые гуаши, это придаст им оригинальный вид.

Благодаря применению разнообразных красок и гелей для моделирования плетеное изделие приобретет прекрасный цвет. Поверх краски возможно изобразить символ или создать дополнительный узор.

Окраску изделия удобней всего производить плоскими и круглыми кистями различных размеров. Для окраски маленьких вещиц используют краску-спрей из баллончика. В особых случаях может пригодиться даже краскопульт.

Лакирование

Плетеные поделки из газетных трубочек красивы сами по себе, без лишнего оформления, поскольку благодаря разнообразию видов плетения можно создать удивительно красивые изделия. Их достаточно только покрыть лаком для защиты от внешнего воздействия.

Лакирование изделий, сплетенных из газетной лозы, применяют также тогда, когда оно окрашено водорастворимой краской. Оно значительно продлевает срок эксплуатации коробочки и позволяет чистить ее мокрой тряпкой. При окраске морилкой изделие можно покрывать лаком через 5 мин. Для этого лучше всего подходит акриловый глянцевый лак, обычно хватает одного слоя. Также лак применяют, когда поделка сплетена из белых бумажных трубочек и не грунтована. В этом случае поверхность покрывают двумя слоями лака, чтобы придать изделию дополнительную прочность. Кроме того, такое декорирование обеспечивает стилизацию «под лозу».

Для изменения цвета изделий из газетных трубочек применяют различные лакокрасочные средства: прозрачный акриловый лак для декупажных работ, водно-дисперсионные акриловые лаки цветового диапазона, повторяющего цвет коры деревьев и пр. Поэтому цвета таких лаков обычно носят названия деревьев, имитацию которых можно создать, покрыв поверхность изделия тем или иным лаком.

Газетный текст можно спрятать, если покрыть изделие несколькими слоями лака. В зависимости от цвета, требуется от трех до пяти слоев: чем цвет лака светлее, тем больше слоев придется нанести.

Хороший эффект дает покрытие поверхности изделия смесью, которая составлена из водно-дисперсионной акриловой (полиакриловой) краски и водно-дисперсионного акрилового лака. Другими словами, готовое изделие можно покрывать только одним составом или смешивать краску и лак. Однако лакокрасочные составы должны быть созданы на водной основе. Соотношение лакокрасочных материалов определяется в зависимости от желаемой прозрачности декорирующего слоя. Чем прозрачнее должен быть слой красящего состава, тем меньше краски следует добавлять в него. Для полного закрытия газетного шрифта подойдет лакокрасочный состав, смешанный в соотношении 1:1.

Битумный лак нужен для искусственного состаривания верхнего слоя поверхности изделия. Он хорошо ложится на любую ровную и рифленую поверхность, окрашивая ее в коричневый оттенок. Именно поэтому он подходит для покрытия изделий из газетных трубочек.

Декорирование в технике декупаж

Технику декупаж применяют для декорирования различных поверхностей, что открывает широкие возможности для творчества с разными материалами. Плетеные из газетных трубочек поделки после окрашивания приобретут великолепный вид, если оформить их в технике декупаж. Кроме того, такое оформление поможет укрепить изделие.

Сначала смешивают белую акриловую краску и универсальный клей ПВА. Поделку тщательно прокрашивают этой смесью сначала снаружи и полностью просушивают.

Материалом для декорирования могут служить трехслойные салфетки, декупажные карты, рисовая бумага для декупажа, бумажный бордюр, иллюстрации из журналов, оберточная бумага, разнообразные этикетки, постеры, фотографии и даже распечатанные на принтере картинки.

У трехслойных салфеток для декупажа удаляют нижние два слоя. Верхний красочный слой используют для декорирования поверхности плетеной поделки. Изображения вырезают обычными или фигурными ножницами. Иногда нужный фрагмент картинки аккуратно вырывают из общего рисунка, создавая неровные края, вызывающие дополнительный декоративный эффект.

В продаже широко распространена цветная бумага различной плотности, которую можно использовать в многоцветном плетении. Оригинальный эффект при плетении дает такая бумага, у которой одна сторона белая, а другая цветная.

Небольшие и ажурные изображения легко вырезать с помощью маникюрных ножниц или ножниц для вышивки «ришелье» и плетения гобеленов. Крупные рисунки вырезают канцелярскими или фигурными ножницами различного размера. Для работы с плотными материалами потребуется специальный нож для декупажа с вращающимся лезвием. Вырезанный мотив наклеивают на декорируемую поверхность клеем ПВА. Или используют специальный клей-лак, в котором производители совместили в одной емкости клей и лак для декупажа. Кроме того, мотив декупажа наклеивают с помощью специального матового клея для декупажных работ, в этом случае изображение не будет создавать бликов, поверхность рисунка останется ровная. При использовании глянцевого клея рисунок выглядит блестящим, поверхность рисунка также ровная.

Кроме того, при работе в технике декупаж применяют особые виды клея: клей, светящейся в темноте, клей с золотым (серебряным) мерцанием, клей с золотым глитером, клей сверкающий. Все эти виды имеют в своем составе различные частицы, которые сообщают им дополнительный эффект. Если в качестве мотива для декупажа используют кусочек ткани, то его рекомендуется клеить специальным клеем для ткани.

Помимо специальных клеящих составов для декупажа, можно воспользоваться грунтовкой, обойным клеем и даже лаком для ногтей.

Предварительно поверхность грунтуют. В качестве средства для грунтовки применяют клей ПВА или специальный грунт для декупажа. Он хорошо готовит поверхность изделия для последующего декорирования, а также уменьшает расход краски. Если использовать кракелюрный грунт, то картинка приобретает вид старинной, сплошь покрытой мелкими трещинками.

Также эффект старины создают путем патинирования с помощью шеллачного лака, предназначенного для покрытия декорированной поверхности. Нанесенный на декупаж, этот лак выявляет глубину тонов красочного мотива. Спиртовые шеллачные лаки применяют в технике двухшагового кракелюра, сначала наносят его первым слоем, а затем в качестве финишного слоя. Эти лаки также применяют в качестве закрепляющего слоя при работе с патиной. Кисти после работы с шеллачным лаком промывают уайт-спиритом или в теплой воде с мыльным раствором.

После всех работ по нанесению мотива декупажа поверхность нужно покрыть глянцевым или матовым лаком в качестве финишного покрытия. Поверхность рисунка, покрытого глянцевым лаком, ровная и немного блестящая.

Работая в технике декупажа, наносят на изделие клей, лак или краску кистью, поролоновыми губками (спонжами), валиками. Кисти при работе в технике декупажа требуются плоские, средней жесткости, 1–2 см шириной. После работы с красками и лаками, а также клеем кисти тщательно очищают. Краски и лаки на водной основе следует промывать под струей теплой воды, иначе красяще-клеящий состав засохнет и кисть придет в негодность.

Украшения лентами или тканями

Плетеное изделие украшают бисером, бусинами, бумажными цветами, атласными лентами, аппликацией – выбор декора велик. Для того чтобы украсить плетеную поделку атласной лентой, в процессе плетения оставляют для этой цели место. Плетение доводят до середины поделки и заканчивают ряд. Трубочку, которой выполнялось плетение, аккуратно приклеивают к стойке и обрезают. Отмеривают нужное для протяжки ленты расстояние, прикрепляют новую трубочку и продолжают плетение. Первый ряд после места под ленту по чередованию должен совпадать с последним рядом, который идет до этого. Затем до самого верха плетут тем же способом, как и до этого.

После окончания покраски и лакирования предстоит еще продеть атласную ленту между тру бочками-стойками. Это делают руками или с помощью пинцета. Ленту продевают так, чтобы она оплетала стойку с противоположной стороны в сравнении с той, с которой стойку оплетают верхняя и нижняя трубочки. Если верхняя и нижняя трубочки оплетают стойку с передней стороны, тогда лента должна проходить под стойкой, и наоборот.

Многие поделки – коробочки или шкатулки, или иные подобные предметы украшают изнутри. Для внутренней отделки можно применить технику декупажа, но в меньшем объеме, чем снаружи.

В краски и лаки добавляют пигментную пудру – это разноцветная мелкая пудра, придающая краскам и лакам для поделочных работ и декупажа металлический или радужный сияющий эффект.

Шкатулки и коробки для швейных принадлежностей или хранения текстильных изделий можно обить изнутри плотной красивой тканью. Для выполнения обивки измеряют высоту, длину, ширину коробки с внутренней стороны. Согласно полученным размерам, делают выкройку для мешочка, который затем вставляют в коробку.

Если имеются некоторые навыки в шитье, то выкройку можно вычертить прямо на ткани. При раскрое на ткани прибавляют к высоте еще 4–5 см, это необходимо, чтобы края ткани декорировали верхний край коробки снаружи. Также нужно прибавить припуски на швы по 1 см на каждый край.

Для круглой коробки вырезают из ткани донышко того же диаметра, что и дно коробки или корзинки. Измеряют объем коробки по окружности и выкраивают прямоугольную полосу, высота которой равна высоте стенок изнутри. При раскрое оставляют те же припуски, что и при раскрое прямоугольного мешка.

Сначала сметывают нитками края подкладки, чтобы предотвратить осыпание срезов ткани. Затем сметывают боковые швы. При пошиве круглого мешочка стачивают короткий срез прямоугольной полосы, затем пришивают круглое дно. Примеряют мешочек в коробку независимо от его формы. Если мешочек слишком туго натягивается на коробку, то немного уменьшают припуски на шов. После этого прочно стачивают швы при помощи швейной машинки или вручную. Готовый мешочек-подкладку выворачивают налицо и надевают на коробочку. Края подкладки надо украсить атласной лентой, завязать концы ленты красивым узлом или прикрепить к месту стыковки концов ленты какое-нибудь декоративное украшение: бусины, красивую пуговицу, искусственные цветы или еще что-либо подобное. Кроме того, края подкладки можно украсить кружевом, рюшами и пр. элементами.

Плетеные поделки

Корзинки

Прямоугольная корзинка с бантом

В такой корзиночке удобно хранить бижутерию, заколки для волос, швейные принадлежности.

Вам потребуется

Цветные газеты, 2 прямоугольных куска картона, готовая коробка для оплетания по размеру картона, атласная лента любого цвета, клей ПВА, спица, прищепки, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте из газеты полоски 40 × 10 см.

2. С помощью спицы скрутите полоски в трубочки с расширяющимся концом, оставив небольшой край свободным. Смажьте его клеем и прижмите к трубочке.

3. Приклейте концы трубочек к куску картона, распределив их на равном расстоянии по периметру.

4. Сверху приклейте второй кусок картона. Зафиксируйте получившуюся заготовку прищепками до полного высыхания.

5. Для плетения первого ряда поочередно заведите трубочки одну за другую и загните их вверх.

6. Поставьте на дно коробку и зафиксируйте трубочки по краям коробки с помощью прищепок.

7. Подклейте к основанию рабочую трубочку и оплетайте ей поочередно каждую трубочку-стойку. По мере необходимости наращивайте рабочую трубочку, вставляя в свободный конец следующую.

8. Когда стенки корзинки достигнут желаемой высоты, загните оставшиеся концы трубочек, подклейте их внутрь корзинки и обрежьте после высыхания.

9. Атласную ленту проденьте через отверстия, получившиеся после загибания трубочек, по всему пери метру корзинки. Свободные концы завяжите бантом (рис. 23).

Рисунок 23. Прямоугольная корзинка с бантом

Овальная корзинка

Эта корзинка пригодится для хранения швейных принадлежностей, косметики, ее можно использовать как вазу для искусственных цветов.

Вам потребуется

Газеты, овальная емкость, коричневая краска, лак, клей ПВА, губка, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте из газеты полоски 50 × 12 см.

2. Сверните полоски в трубочки с помощью спицы.

3. Возьмите 4 трубочки, склейте их между собой. Так же склейте еще 12 трубочек, чтобы получились 4 широкие полоски из трубочек.

4. Переплетите полоски в шахматном порядке по две.

5. Возьмите рабочую трубочку, согните ее пополам, оберните ей одну полоску.

6. Один конец трубочки заведите под соседнюю полоску, другой оставьте над полоской.

7. Проплетите таким образом один круг, чтобы в конце осталась длинная трубочка, при необходимости наращивайте ее.

8. Так же проплетите еще 8 кругов, разделите парные трубочки.

9. Проплетите еще 10 кругов.

10. Загните стойки, поставьте на дно емкость, возьмите 2 новые трубочки, одну наложите на вертикальную трубочку, другую положите под нее, оплетите ими все вертикальные трубочки. Так же плетите еще 36 рядов.

11. Достигнув необходимой высоты, загните вертикальные трубочки внутрь и приклейте их к стенками корзины.

12. С помощью губки покрасьте корзинку.

13. После того как краска высохнет, нанесите лак (рис. 24).

Рисунок 24. Овальная корзинка

Корзинка с ручкой

В такой корзинке можно хранить украшения, различные мелкие вещицы. Она станет изящным дополнением любого интерьера.

Вам потребуется

Газеты, круглая форма небольшого диаметра, резинка для денег, клей ПВА, коричневая и белая акриловая краска, губка, кисточка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте из газеты полоски 45 × 10 см.

2. Сверните полоски в тонкие трубочки с помощью спицы, слегка их примните.

3. Переплетите между собой крест-накрест трубочки – 5 вертикальных, 4 горизонтальных.

4. Загните крайнюю вертикальную трубочку, пропускайте ее по кругу то под, то над трубочками.

5. Сплетите желаемого диаметра, при необходимости наращивайте трубочку.

6. Оплетаемые трубочки раздвиньте так, чтобы получились лучики.

7. Затем установите форму, ее диаметр должен быть немного шире, чем диаметр плетеного дна.

8. Поднимите стойки, согните их, прикрепите к форме резинкой для денег.

9. Продолжайте плести вокруг вертикальных трубочек.

10. Сплетите до необходимой высоты, загните трубочки внутрь корзины, их кончики приклейте.

11. 2 трубочки вставьте в стенку корзинки по краю, загните их, сплетите косу из 4-х трубочек, наращивая их при необходимости – ручка.

12. В конце плетения приклейте ручку на противоположной стороне корзины.

13. Кисточкой нанесите коричневую краску на корзину.

14. Когда краска высохнет, нанесите с помощью губки белую краску (рис. 25).

Рисунок 25. Корзинка с ручкой

Корзинка с длинными прутьями

Эта корзинка станет украшением вашего сада, подойдет как подставка под горшки для цветов.

Вам потребуется

Газеты, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полосы 60 × 10 см.

2. Сверните их в трубочки с помощью спицы, слегка прижмите.

3. Сделайте 4 группы трубочек, по 2 трубочки в каждой, сложите их в шахматном порядке, под нижние трубочки положите одну рабочую трубочку, оплетите ей все трубочки в несколько рядов, при необходимости наращивая рабочую трубочку, до достижения желаемого диаметра. Рабочую трубочку обрежьте, ее конец приклейте. Разделите трубочки в группах в виде лучей солнышка.

4. Согните стойки, возьмите еще одну трубочку, начинайте плести способом «веревочка» до необходимой высоты корзины, но при этом должны остаться прутики длиной не менее 20 см. Рабочую трубочку в конце обрежьте, ее конец приклейте внутри корзины.

5. Оставшиеся прутики сверху оберните еще одной трубочкой.

6. Нанесите на корзину коричневую краску. После того как она высохнет, покройте лаком.

Корзина широкого плетения

В этой корзине можно хранить овощи, что особенно удобно летом на даче.

Вам потребуется

Газеты, коричневая акриловая краска, клей ПВА, губка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 40 × 15 см и 4 полоски длиной 20 см, сверните их 3 раза по ширине.

2. Выложите 6 горизонтальных, 8 вертикальных полосок, переплетите их крест-накрест, концы обрежьте – дно корзины.

3. Склейте в длину 3 полоски по 40 см, приклейте к ним полоску длиной 20 см. Так же склейте остальные, чтобы получилось 4 длинные полоски. Переплетите их с полосками меньшей длины, концы обрежь те, согните заготовку, чтобы получились стороны по 30 и 40 см.

4. Приклейте борта к дну.

5. Косичкой переплетите 3 полоски, приклейте их к бокам корзины – ручка (рис. 26).

6. С помощью губки нанесите на корзинку краску.

Рисунок 26. Корзина широкого плетения

Корзинка для фруктов

В этой корзинке можно подавать фрукты или использовать ее как конфетницу.

Вам потребуется

Газеты, форма с широким овальным дном, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, прищепки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 60 × 13 см, сверните полоски в трубочки с помощью спицы.

2. В шахматном порядке положите 6 групп трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, прикрепите прищепками трубочки к форме, оплетайте их одной рабочей трубочкой по всей окружности формы.

3. Лишние концы трубочек обрежьте, края приклейте.

4. 10 трубочек смажьте клеем, сверните спиралью, приклейте по краям поделки.

5. 3 трубочки переплетите косичкой, приклейте их к бокам корзинки – ручка.

6. Покрасьте корзину, когда она высохнет, покройте лаком (рис. 27).

Рисунок 27. Корзинка для фруктов

Кашпо

Плетеное кашпо

В этом плетеном кашпо чудесно будут смотреться как живые цветы, так и искусственные.

Вам потребуется

Газеты, небольшое пластиковое ведерко, емкость, пищевой краситель, клей ПВА, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газетные листы разрежьте поперек на полосы шириной 10 см.

2. С помощью спицы скрутите из полос трубочки и подклейте их клеем ПВА.

3. Разведите пищевой краситель согласно рецепту на упаковке.

4. Погрузите трубочки в емкость с красителем, выньте и оставьте до полного высыхания.

5. Положите 4 трубочки друг на друга крест-накрест. Сверху поставьте пластиковое ведерко так, чтобы центр дна ведерка совпал с пересечением трубочек.

6. Загибайте трубочки одна за другую по порядку, таким образом оплетая ведерко. По мере необходимости наращивайте трубочки, вставляя в свободный конец следующие.

7. Плетите до тех пор, пока стенки ведерка не будут закрыты, после чего загните, подклейте и обрежьте оставшиеся концы трубочек (рис. 28).

Рисунок 28. Плетеное кашпо

Кашпо «Башмачок»

Замечательный подарок друзьям и знакомым для украшения интерьера загородного дома или дачи.

Вам потребуется

Газетные белые края, гофрокартон, кусочек обоев, 2 шнурка или атласные ленточки, искусственный цветок, пищевой краситель, бесцветный лак, клей ПВА, емкость, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из гофрокартона вырежьте подошву башмачка желаемого размера. Обклейте ее с наружной стороны обоями с помощью клея ПВА.

2. Газетные белые края скрутите в трубочки при помощи спицы, краешки подклейте клеем ПВА.

3. Пищевой краситель разведите согласно инструкции на упаковке. Трубочки погрузите в емкость с красителем, выньте и оставьте на открытом воздухе до полного высыхания.

4. Края трубочек приклейте клеем ПВА к подошве по всему периметру и загните вертикально вверх.

5. Возьмите рабочую трубочку, сложите пополам и начните плетение «веревочка». Продолжайте плетение до 6-го ряда. По мере необходимости наращивайте рабочую трубочку.

6. Продолжайте плетение задней части и боковых стенок без изменений. Передние стойки сгибайте по направлению внутрь и оплетайте так же. Постепенно придавайте кашпо форму башмачка, сгибая стойки.

7. Чтобы сплести подъем башмачка, передние стойки сгруппируйте по 2 и продолжите плетение, огибая рабочей трубочкой по 2 стойки сразу, одновременно продолжая сгибать стойки по направлению внутрь. Заднюю часть в это время не оплетайте.

8. Когда плетение подъема будет закончено, отогните все стойки вертикально вверх и продолжите плетение по всему периметру до получения желаемой высоты.

9. Покройте кашпо бесцветным лаком.

10. Зашнуруйте башмачок тонкой лентой, продевая ее в отверстия между трубочками. Свободные концы завяжите бантом или спрячьте внутрь, украсив кашпо искусственным цветком (рис. 29).

Рисунок 29. Кашпо «Башмачок»

Кашпо с бантом

Это кашпо подойдет и для летних цветочных, и для зимних композиций из шишек и хвойных веточек.

Вам потребуется

Цветные газеты или журналы, тонкая атласная лента, квадратный кусок картона 12 × 12 см, простой карандаш, линейка, прищепки, спица.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите целые листы газеты или журнала в трубочки.

2. Картонку расчертите на клетки шириной 1 см.

3. Сложите первую трубочку пополам и положите на картон с двух сторон, свободные концы закрепите прищепкой.

4. Вторую трубочку сложите аналогично и положите на смежный с предыдущим край картона с учетом того, что с одной стороны вторая трубочка должна быть сверху первой, а с другой стороны – снизу.

5. Остальные трубочки выкладывайте аналогично, осуществляя плетение «клеточка». При плетении следуйте разметке на картоне.

6. После оплетания всего листа картона извлеките его.

7. С помощью оставшихся концов трубочек выполните с каждой стороны плетение по краю, заводя трубочки поочередно одну за другую.

8. По окончании плетения выполните загиб концов, подклейте и обрежьте после высыхания.

9. В выемку между отверстиями кашпо вставьте трубочку и подклейте так, чтобы получилась петля.

10. По периметру одного из отверстий в зазоры между трубочками вставьте тонкую атласную ленту. Свободные концы завяжите бантом (рис. 30).

Рисунок 30. Кашпо с бантом

Подносы

Прямоугольный поднос

Поднос с крупным плетением из газетных полос смотрится довольно эффектно. Он украсит вашу кухню, а свежая выпечка, выложенная на белую салфетку будет на нем выглядеть очень аппетитно.

Вам потребуется

Газеты, коричневая акриловая краска, акриловый лак, клеящий карандаш, кисть, ножницы, бельевые прищепки.

Ход работы:

1. Сделайте из газет 24 полоски шириной 1,5 см. Для изготовления одной полоски используйте целый газетный лист. Смазывайте его клеем полностью, чтобы все слои бумаги склеились между собой и полоски получились плотными.

2. Сплетите в шахматном порядке дно подноса. Используйте для этого 14 поперечных и 10 продольных полосок. Краевые полоски временно скрепляйте прищепками.

3. Свободные концы полосок загните кверху, укоротите. Проложите между ними полоску для формирования бортиков. Концы полосок-основы загибайте поочередно то в одну, то в другую сторону, подклеивая их к горизонтальной полосе. Оставьте поднос для просыхания клея.

4. Покрасьте поднос в коричневый цвет, а после высыхания покройте бесцветным лаком. Изделие можно использовать только после полного просыхания.

Прямоугольный поднос с ручками

Такой поднос всегда пригодится в хозяйстве, кроме того, он оживит интерьер вашей кухни.

Вам потребуется

Газеты, деревянные шпажки, квадратный кусок картона, картонная коробка, акриловые краски, клей ПВА, прищепки, пластиковая лопаточка, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте из газеты на полосы шириной 10 см и сложите их в несколько раз, чтобы они получились достаточно плотными.

2. Зафиксируйте концы полос на куске картона с двух противоположных сторон прищепками.

3. В горизонтальные полосы вставьте деревянные шпажки.

4. Начните плетение «клеточка», продевая полоски одну под другую.

5. Фиксируйте горизонтальные полоски прищепками на краях картона.

6. Поставьте картонную коробку на сплетенную часть там, где будет дно подноса, и отгоните края плетения так, чтобы получились стенки.

7. Закрепите отогнутые полосы прищепками на стенках коробки.

8. Полоски в местах соединения стенок проденьте через вертикальные полоски смежной стенки, с помощью лопатки вытяните их немного и подклейте клеем ПВА. Обрежьте после высыхания.

9. Снимите прищепки и извлеките коробку из изделия.

10. Оставшиеся по краям стенок полоски проденьте через горизонтальные полоски так, чтобы они оказались внутри подноса, доплетите до основания стенок, подклейте и обрежьте после высыхания.

11. Каждую ручку для подноса сплетите из четырех полос косичкой.

12. Прикрепите ручки к подносу с помощью клея.

13. Покрасьте поднос в желаемый цвет акриловой краской и покройте бесцветным лаком (рис. 31).

Рисунок 31. Прямоугольный поднос с ручками

Большой круглый поднос

Этот поднос прост в изготовлении. Можно повесить его на стену в кухне или поставить под заварочный чайник с чашками. Такому изделию всегда найдется применение.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, светло– и темно-коричневая акриловые краски, акриловый лак, ножницы, кисточки, бельевая прищепка или нитка.

Ход работы:

1. С помощью спицы заготовьте из газет трубочки и закрепите клеем. После высыхания покрасьте их в два цвета.

2. Создайте из 16 светлых трубочек основу для плетения подноса. Положите для этого 4 трубочки в ряд, по центру наложите перпендикулярно такой же ряд из 4-х трубочек. Добавьте с 2-х сторон еще по ряду, состоящему из такого же количества трубочек. В итоге у вас получится 4 переплетенных полосы.

3. Продолжайте плетение светлыми трубочками. Оплетите основу «веревочкой» в 3 ряда. Используйте для этого 2 свободные трубочки.

4. Разделите каждую полосу-основу на 2 части (по 2 трубочки). Оплетайте «веревочкой» уже 8 радиальных полос. Сделайте 4 ряда такого плетения. Чтобы легко подсчитать ряды пометьте трубочку, от которой начато плетение (прищепкой, ниткой).

5. Разделите полосы-основы еще пополам (по 1 трубочке) и совершите те же действия еще в 3 ряда.

6. Возьмите еще одну трубочку и подложите ее к снизу. Используйте ее для плетения «веревочка» вместе с двумя имеющимися трубочками. Сплетите из 3-х трубочек один рельефный ряд. В качестве ведущей используйте одну трубочку.

7. Сплетя рельефный ряд, выведите одну трубочку из плетения. Сделайте пару перекрещиваний двум я оставшимися трубочками. Укоротите все трубочки, а свободные концы спрячьте под сплетенными рядами, чтобы было незаметно.

8. Далее сплетите по кругу широкую полосу из трубочек более темного цвета, узкую полосу светлого цвета и еще одну широкую темную. Вокруг нее сплетите темный рельефный ряд тем же способом.

9. Возьмите светлые трубочки и плетите далее.

10. Отведите трубочку-основу в сторону и заведите под соседнюю, затем поднимите кверху. Таким же образом поступите с остальными основными трубочками.

11. Последнюю трубочку закрепите в петле, образованной первой трубочкой.

12. Сплетите бортик подноса: сделайте 2 светлых ряда, затем 3 темных и вновь 2 светлых ряда «веревочкой». Удобнее плести, если поставить на дно кастрюлю соответствующего размера. Тогда бортики получатся ровными и красивыми.

13. Трубочки-основы загните в сторону и заведите за соседние как при формировании бортика. Последнюю трубочку введите в петлю, образованную первой трубочкой. Свободные концы укоротите до 5 см и потяните за них, чтобы закрепить плетение. Загните трубочки в противоположную сторону и закрепите в петлях, спрятав концы за вертикальными рядами.

Овальный поднос для хлеба

Такой изящный поднос станет замечательным украшением кухонного интерьера. Кроме того, он очень удобен в использовании.

Вам потребуется

Газеты, картон, проволока, желтая и синяя акриловая краска, контактная лента, искусственный цветок, клей ПВА, спица, прищепка, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы один конец был уже другого.

3. Часть трубочек окрасьте в желтый цвет, а остальные в синий.

4. Сверните желтые трубочки по спирали, промазывая клеем ПВА по всей длине.

5. Когда заготовка достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки к краю заготовки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

6. Из картона вырежьте большой овал, обклейте полностью желтыми трубочками, выступающие края трубочек обрежьте.

7. По длинным сторонам овала сделайте через равные отрезки по 3 отверстия по диаметру трубочек, вставьте в них синие трубочки концами на лицевую сторону и закрепите.

8. Из нескольких синих трубочек сделайте одну длинную, вставив один конец в другой, проклейте по всей длине. Полученную трубочку проплетите между трубочками, вставленными в дно, до необходимой высоты бортиков.

9. Оставшиеся концы вертикальных трубочек вплетите внутрь бортиков и заклейте.

10. Приклейте к бортикам в любом месте искусственный цветок.

Сувенирные игрушки

Цветок из газетных трубочек

Оригинальный сувенир, который удачно дополнит интерьер комнаты в стиле кантри.

Вам потребуется

Газеты, проволока, деревянные шпажки, пищевой краситель нескольких цветов, скотч, клей ПВА, емкость, простой карандаш, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Разрежьте газетные листы поперек на полоски шириной 10 см.

2. С помощью спицы скрутите трубочки, подклеив внешний край клеем ПВА.

3. Разведите пищевой краситель нужных цветов согласно инструкции на упаковке.

4. Погрузите трубочки в раствор соответствующего деталям изделия цвета, выньте и оставьте до полного высыхания.

5. В трубочки проденьте проволоку.

6. Для одного лепестка возьмите 4 трубочки. Одну трубочку сложите пополам и между половинками положите вторую так, чтобы середины трубочек совпадали. Должно получиться 4 рабочих элемента, которые обозначьте цифрами 1, 2, 3 и 4. Элемент под цифрой 1 должен быть направлен влево и вверх, остальные 3 элемента – в противоположную сторону. Трубочки под номерами 2 и 4 сложите в форме лепестка, нижние концы трех трубочек свяжите ниткой, зафиксировав тем самым форму.

7. Трубочкой № 1 оплетайте остальные трубочки. Продолжайте плетение до конца каркаса.

8. Аналогичным образом сплетите еще 5 лепестков и 3 листика.

9. Возьмите трубочку для пестика с проволокой внутри. Закрепите край трубочки скотчем на конце карандаша и обогните ей карандаш спиралью, оставив часть трубочки прямой.

10. Аналогично сделайте еще 2 пестика.

11. Приклейте 3 пестика к деревянной шпажке клеем ПВА и оберните сверху трубочкой в один оборот.

12. Сверху приклейте первый лепесток и снова один раз оберните трубочкой, смазанной клеем. Проделайте данную операцию со всеми лепестками, постепенно спуская обмотку ниже.

13. Продолжайте обматывать шпажку до конца смазанной клеем трубочкой, подставляя листики аналогично лепесткам. По мере необходимости наращивайте трубочку (рис. 32).

Рисунок 32. Цветок из газетных трубочек

Сувенир «Яблоко»

Такое забавное яблоко украсит любое помещение в вашей квартире и обязательно порадует всех гостей.

Вам потребуется

Газеты, круглая вазочка, картон, цветная бумага, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы один конец был уже другого.

3. Трубочки разделите на 3 неравные части, большую часть покрасьте красной краской, небольшую зеленой, а маленькую коричневой.

4. В каждую красную трубочку вставьте по 3 другие красные трубочки и проклейте по всей длине.

5. На 4 длинные красные трубочки положите перпендикулярно еще 4 красные трубочки.

6. К нижним трубочкам приклейте одну красную и начните плетение, чередуя 4 нижние трубочки с четырьмя верхними. Через некоторое время загните края перпендикулярных трубочек немного вверх. Если закончится оплетающая трубочка, нарастите ее.

7. Вставьте в получившуюся заготовку вазочку. Оплетите ее до середины и выньте. Нарастите при необходимости загнутые трубочки.

8. Затем продолжите плетение, постепенно сужая конструкцию. Оставшиеся концы вертикальных трубочек вплетите внутрь конструкции, закрепите клеем – заготовка яблока.

9. На коричневую трубочку положите перпендикулярно другую коричневую трубочку. Оплетите их третьей и четвертой рабочими трубочками. Плетите заготовку до диаметра 1 см. Затем загните перпендикулярные трубочки вверх и оплетайте их до длины 5 см – черенок яблока.

10. 10 зеленых трубочек разрежьте на 4 части наклейте на картон в 2 ряда, вырежьте листочки. Листочки приклейте произвольно на хвостик яблока.

11. На зеленую трубочку перпендикулярно положите вторую. Оплетите их третьей и четвертой рабочими трубочками до диаметра заготовки 3 см. Затем загните концы двух первых трубочек вверх и оплетайте их до длины 10 см – туловище червячка.

12. Из цветной бумаги вырежьте 2 маленьких черных кружочка, 1 красную небольшую полоску. Наклейте червячку глаза и рот.

13. В центр яблока вставьте хвостик с листьями, приклейте, рядом поместите изогнутого червячка.

Новогодний сувенир «Снеговик»

Такой снеговичок будет прекрасно смотреться под новогодней елкой и поднимать настроение всем домочадцам.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы один конец был уже другого.

3. Трубочки разделите на 2 неравные части, большую часть покрасьте белой краской, меньшую оранжевой.

4. На 3 белые трубочки положите перпендикулярно еще 3 белые трубочки.

5. К нижним трубочкам приклейте одну белую трубочку и начните плетение, чередуя 3 нижние трубочки с тремя верхними. Через некоторое время загните края перпендикулярных трубочек немного вверх. Если закончится оплетающая трубочка, нарастите ее.

6. Когда дно будет готово на одну треть, добавьте еще одну белую трубочку и плетите поочередно, меняя трубочки плетения, между вертикальными трубочками.

7. Плетите 5 см вверх, затем постепенно начните сужать конструкцию, оставшиеся вертикальные трубочки, вплетите внутрь конструкции, закрепите клеем.

8. Сплетите 3 таких одинаковых заготовки.

9. Сплетите 4 аналогичных заготовки, но меньшего размера, начав сужение через 3 см в высоту.

10. Соедините между собой 3 больших одинаковых заготовки – основа снеговика.

11. К основе прикрепите 4 небольших заготовки – руки и ноги.

12. Из цветной бумаги вырежьте 2 черных маленьких кружка, красную полоску, приклейте – глаза и рот снеговика.

13. На 2 длинные оранжевые трубочки положите перпендикулярно еще 2 оранжевые трубочки.

14. Под нижние трубочки положите 2 оранжевые трубочки и плетите, поочередно меняя трубочки плетения, между вертикальными трубочками на 3 см в высоту. Оставшиеся вертикальные трубочки, вплетите внутрь конструкции, закрепите клеем – нос.

15. Приклейте снеговику нос.

16. Покройте готового снеговика лаком (рис. 33).

Рисунок 33. Новогодний сувенир «Снеговик»

Листочки

Такие листочки оживят любой интерьер, станут хорошим украшением для шкатулок, корзин, шкафов.

Вам потребуется

Газета, белая бумага, зеленая акриловая краска, клей ПВА, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски длиной 15 × 7 см.

2. Сверните полоски в трубочки с помощью спицы.

3. Загните трубочки с одного края, переплетите их между собой в форме листочков.

4. Приклейте на белую бумагу, вырежьте.

5. Раскрасьте листочки (рис. 34).

Рисунок 34. Листочки

Декоративное дерево в горшке

Поделку можно использовать в качестве украшения дачного участка, а землю, в которую установлено дерево, засеять газонной травой.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, картон, цветочный горшок, небольшой шар, зеленая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 50 × 12 см, скрутите их в трубочки с помощью спицы.

2. В шахматном порядке положите 4 группы трубочек, по 2 трубочки в каждой группе. Оплетайте их одной рабочей трубочкой – 4 ряда по 2 стойки, остальные по одной. Поставьте на трубочки горшок, диаметр плетеного круга должен совпадать с диаметром дна горшка.

3. Стойки поднимите, продолжайте оплетать одной рабочей трубочкой по окружности горшка, при необходимости стойки и рабочую трубочку наращивайте.

4. В завершение плетения все лишние концы стоек загните внутрь горшка, рабочую трубочку отрежьте.

5. Внутреннюю часть горшка обклейте картоном, насыпьте в него землю.

6. В шахматном порядке положите 6 групп трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, прикрепите их на шар, переплетите двумя рабочими трубочками – 2 ряда по 2 стойки, остальные по одной. Оплетите весь шар.

7. 3 трубочки переплетите косичкой, приклейте их к шару.

8. Все изделия покрасьте.

9. Поместите дерево в горшок с землей (рис. 35).

Рисунок 35. Декоративное дерево в горшке

Дерево с лентами

Это дерево станет украшением любого интерьера и хорошим подарком.

Вам потребуется

Газеты, белая бумага, серая акриловая краска, бесцветный лак, нитки, ленты, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 23 × 7 см. Скрутите полоски в трубочки с помощью спицы.

2. Возьмите 15 трубочек, скрепите их ниткой, в центре обмотайте белой бумагой, отмерьте снизу 5 см, сверху 15 см и обмотайте получившуюся часть трубочками.

3. Снизу разведите трубочки веером. Сверху обматывайте трубочки газетой, оставляя части различной длины. Оставшиеся необмотанными трубочки слегка сверните. Нижнюю веерообразную часть несколько раз обмотайте трубочками.

4. С помощью кисточки покройте дерево краской. После того как оно высохнет, нанесите лак (рис. 36).

5. Готовое дерево украсьте лентами.

Рисунок 36. Дерево с лентами

Сердце

Плетеное сердце будет хорошо смотреться на новогодней елке.

Вам потребуется

Газета, мелкий разноцветный бисер, коричневая акриловая краска, клей ПВА, прищепки, бисер, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 22 × 10 см.

2. Скрутите полоски в трубочки с помощью спицы, прокатайте их скалкой.

3. Согните трубочку пополам, смажьте серединку клеем, закрепите прищепкой. Концы загните в форме сердца, смажьте их клеем, закрепите прищепкой.

4. На основу наматывайте в форме овала остальные трубочки, смазывая их в местах соприкосновения с сердцем клеем. В итоге должна получиться объемная фигура.

5. После того как клей полностью высохнет, покрасьте сердце.

6. Когда сердце высохнет, обклейте его бисером (рис. 37).

Рисунок 37. Сердце

Елочное украшение «Розочка»

Это украшение будет удачно сочетаться с любыми елочными игрушками.

Вам потребуется

Газеты, красная акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 30 × 10 см. Скрутите полоски в трубочки с помощью спицы, прокатайте их скалкой.

2. В шахматном порядке положите 4 группы трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, переплетите их одной рабочей трубочкой по кругу, переплетите так 9 рядов, немного закругляя к концу изделия.

3. Сделайте так же еще 6 заготовок, только в каждой из них плетите на один ряд меньше. Все лишние концы трубочек обрежьте, края склейте.

4. Склейте все заготовки, при этом в большую вклеивайте меньшую.

5. Покрасьте розочку.

6. Когда краска высохнет, нанесите на цветок лак (рис. 38).

Рисунок 38. Елочное украшение «Розочка»

Звезда

Такими звездочками можно украсить елку на Новый год.

Вам потребуется

Газеты, белая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, бусины, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 40 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Покрасьте трубочки.

3. Сформируйте из трубочек 2 треугольника, концы склейте.

4. Наложите треугольники друг на друга в форме звезды и склейте.

5. Обмотайте звезду еще несколькими трубочками (рис. 39).

6. Украсьте звезду бусинами.

Рисунок 39. Звезда

Золотая рыбка

Такая рыбка будет очень хорошо смотреться в детской комнате (рис. 40).

Вам потребуется

Газеты, пластиковая бутылка емкостью 0,5 л, банка емкостью 1 л, бисер, гуашь золотого цвета, резинка для денег, клей ПВА, кисточки, прищепки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 40 × 9 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Возьмите 12 трубочек, прикрепите их к горлышку бутылки, распределите по всей длине.

3. Рабочей трубочкой начинайте плести чуть ниже горлышка бутылки, выполните 9 рядов.

4. Бутылку выньте, наденьте заготовку на банку, продолжайте плести, при необходимости наращивая рабочую трубочку.

5. Когда доплетете до конца банки, снимите с нее заготовку, скрепите края трубочек резинкой, продолжайте плести.

6. Когда до конца останется 8 см, рабочую трубочку приклейте к внутренней стороне поделки, разделите остальные трубочки на 2 части, скрепите их резинкой, оплетайте новыми трубочками до конца – челюсть рыбки.

7. Другую сторону поделки скрепите прищепкой, также оплетите ее одной трубочкой.

8. Возьмите 3 трубочки, положите их на расстоянии 1 см друг от друга, концы скрепите резинкой, одной рабочей трубочкой оплетите их – маленький плавник.

9. Так же сделайте еще одну заготовку, приклейте их к основе в середине с двух противоположных концов.

10. Возьмите 7 трубочек, разложите их на расстоянии 1,5 см друг от друга, оплетите их одной рабочей трубочкой, приклейте заготовку к основанию между двумя маленькими плавниками.

11. Покрасьте рыбку, приклейте бисеринки-глаза. По желанию можно сделать рыбке корону.

Рисунок 40. Золотая рыбка

Птица

Эту забавную и милую птичку можно посадить на большой комнатный цветок.

Вам потребуется

Трубочки из газет по 29 см, черный бисер, коричневая акриловая краска, клей ПВА, простой карандаш, кисточки, прищепки, спица, ножницы.

Ход работы

1. Трубочки покрасьте.

2. В пучок соберите 5 трубочек, еще одну положите поперек, приклейте ее в середине пучка, оберните вокруг него три раза, согните ее.

3. Верхнюю часть пучка раскройте солнышком, сплетите его винтовым плетением, должен остаться конец 7 см.

4. На конце скрепите прищепкой 5 трубочек, свободной трубочкой обмотайте остальные у основания, так же обмотайте еще 3 трубочки, чтобы получился хвост.

5. На другом конце поделки обмотайте трубочки у основания, чтобы осталось 2 свободные трубочки, это будет клюв птицы.

6. На спине карандашом раздвиньте плетение, затем пропустите 3 трубочки на расстоянии 0,5 см, переплетите их с помощью одной основной трубочки.

7. Над клювом приклейте черный бисер.

Черепаха

Эту черепаху можно использовать не только для украшения интерьера, но и как элемент садового дизайна.

Вам потребуется

Газеты, белая и черная бумага, морилка для дерева, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы

1. Из газет нарежьте полоски 40 × 12 см. Сверните их в трубочки с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. В шахматном порядке выложите 10 групп трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, оплетите их по кругу двумя рабочими трубочками, перекрещивая одна на другую. Так сплетите 3 ряда, затем стойки раздвиньте лучами, проплетите еще 10 рядов.

3. Установите форму, стойки поднимите.

4. Теми же рабочими трубочками продолжайте оплетать еще 10 см в длину.

5. Так же сделайте еще одну заготовку длиной 8 см.

6. Под ножку стула положите 4 трубочки, оплетайте косым плетением, т. е. одну трубочку накладывайте на другую. Оплетите так 3 см, внизу трубочки склейте, лишние концы отрежьте.

7. Так же сделайте еще 4 заготовки, одна из которых должна быть длиной 4 см.

8. Соедините между собой 2 большие заготовки – туловище черепахи. Внизу приклейте маленькие заготовки на месте ножек, на месте головы заготовку побольше.

9. Покройте черепаху морилкой, как она высохнет, нанесите лак.

10. Из белой и черной бумаги вырежьте глаза, приклейте их на мордочку (рис. 41).

Рисунок 41. Черепаха

Слон

Этого слоника можно подарить ребенку на день рождения или любой другой праздник.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, бесцветный лак, коричневая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, прищепки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 50 × 14 см. Сверните их трубочками с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Сделайте 4 группы трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, сложите в шахматном порядке.

3. Возьмите одну рабочую трубочку, согните ее, положите под 2 нижние трубочки, оплетайте ей по 2 трубочки вместе.

4. Так сделайте 7 рядов, затем оплетайте по одной трубочке. Сделайте еще 5 рядов, при необходимости наращивая рабочую трубочку.

5. Согните стойки, нарастите еще, продолжайте оплетать рабочей трубочкой, сначала изделие сужайте, а к верху расширяйте.

6. В высоту изделие должно получиться 30 см, все лишние концы трубочек обрежьте, загните, приклейте к внутренней стороне изделия.

7. На месте, где будут лоб и хобот слона, прикрепите 5 трубочек на расстоянии 2 см друг от друга.

8. Закрепите их прищепкой на конце.

9. Возьмите одну новую рабочую трубочку, оплетайте ей трубочки. В конце снимите прищепку, лишние концы трубочек обрежьте.

10. Для ушей с двух сторон вставьте по 4 трубочки на расстоянии 2,5 см друг от друга, широко их разведите, оплетите одной трубочкой.

11. В шахматном порядке выложите 8 трубочек, по 2 трубочки в каждой группе, одной рабочей трубочкой оплетите их, сделайте 15 рядов, затем трубочки согните, оплетите еще 7 рядов. Наденьте шляпу на слона.

12. Покрасьте слона и покройте лаком.

13. Из цветной бумаги вырежьте глаза и приклейте. Вырежьте небольшие цветочки и приклейте на шляпу.

Паук

Этот паук станет оригинальным украшением дачного домика. Поделкой также можно украсить любой участок сада.

Вам потребуется

Газеты, черная и белая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты вырежьте полоски 35 × 11 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. 3 трубочки расположите вертикально, 3 вплетите в них горизонтально на расстоянии 1 см, стойки разведите в форме солнышка.

3. Одной рабочей трубочкой по кругу оплетите стояки в 5 рядов на расстоянии 2 см друг от друга.

4. Одну на другую положите 2 трубочки, оплетите их одной рабочей трубочкой, постоянно придавая форму полукруга. Сделайте так 2 заготовки: одну диаметром 5 см, другую – 3,5 см.

5. Трубочки разрежьте на 8 частей по 7 см, согните их.

6. Нанесите на круглые заготовки и на короткие трубочки черную краску, паутину покрасьте в белый цвет.

7. Между собой склейте круглые заготовки, к ним приклейте короткие трубочки, затем приклейте это к паутине (рис. 42).

Рисунок 42. Паук

Бабочка

Эта бабочка удачно впишется в интерьер детской комнаты.

Вам потребуется

Газеты, бисер, акриловая краска разных цветов, проволока, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 50 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. В 4 трубочки вставьте проволоку, согните их полукругом – крылья бабочки.

3. Обмотайте крылья тремя трубочками.

4. 4 трубочки переплетите косичкой – туловище.

5. На изделие приклейте крылья – 2 сверху, 2 снизу.

6. Одну трубочку согните, вставьте ее наверх плетения – усики.

7. Покрасьте бабочку в разные цвета.

8. Украсьте бисером (рис. 43).

Рисунок 43. Бабочка

Колокольчик

Этот колокольчик можно повесить на входной двери или на новогоднюю елку.

Вам потребуется

Газеты, краска в баллончике голубого цвета, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы, форма в виде колокольчика.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 25 × 10 см. Сверните их в трубочку с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. 4 трубочки выложите крест-накрест, соедините в центре.

3. На эти трубочки поставьте форму.

4. Загибайте трубочки последовательно друг за другом. Плетите так до конца формы.

5. Наверху трубочки закрепите, лишние концы обрежьте.

6. Внизу трубочки отрежьте, выньте колокольчик, приклейте внизу трубочки внутрь изделия.

7. Из двух трубочек сплетите косичку, сверните ее в круг.

8. Приклейте косичку к верхней части колокольчика.

9. Покрасьте колокольчик (рис. 44).

Рисунок 44. Колокольчик

Ангел

Игрушку можно повесить в детской комнате, а также использовать в качестве новогоднего и рождественского украшения.

Вам потребуется

Газеты, коричневая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 35 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Одну трубочку намажьте клеем, скрутите спиралью.

3. Одну трубочку согните, проденьте ее в скрученную трубочку.

4. 5 трубочек склейте в центре.

5. Еще одну трубочку приклейте к нижней части скрученной трубочки.

6. Оплетите одной рабочей трубочкой 4 тру бочки, постепенно расширяя книзу, проплетите 10 рядов.

7. Лишние концы трубочек обрежьте.

8. Приклейте на плетение 5 склеенных трубочек.

9. Покрасьте ангела.

Гнездо

Это изделие очень удобно для хранения украшений, косметики и прочих подобных мелочей.

Вам потребуется

Газеты, форма с овальным дном, сухие веточки, пух, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 36 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Нанесите на трубочки краску, оставьте до высыхания.

3. В шахматном порядке на расстоянии 1 см друг от друга выложите 8 трубочек.

4. Установите на них форму.

5. Слегка загните стойки и оплетайте их одной рабочей трубочкой по кругу. После каждого круга оставляйте расстояние 1 см. Выполните 9 рядов.

6. Все лишние концы трубочек обрежьте.

7. Украсьте гнездо сухими веточками и пухом (рис. 45).

Рисунок 45. Гнездо

Мельница

Эта поделка не только украсит интерьер помещения, в ней также можно хранить всевозможные мелкие вещи, необходимые в доме.

Вам потребуется

Газеты, картон, форма диаметром 10 см, акриловые краски, клей ПВА, резинка для денег, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 30 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Края трубочек склейте.

3. 4 полосы по 4 трубочки в каждой выложите в шахматном порядке.

4. Возьмите одну рабочую трубочку, оплетите ей 3 ряда по 4 трубочки, 3 ряда по 2 трубочки, 6 рядов по одной трубочке.

5. Лишние концы трубочек загните и приклейте.

6. Поместите в центр заготовки форму.

7. 6 трубочек согните в центре, протяните их по высоте формы.

8. Двумя рабочими трубочками оплетите стойки на высоту 15 см, нанесите белую краску.

9. Из картона вырежьте полукруг радиусом 17 см, сверните его конусом, приклейте к стойкам.

10. С одного конца резинкой перевяжите 40 трубочек, приклейте их к конусу, на них также нанесите клей, когда он высохнет, покрасьте коричневым цветом.

11. Согните еще 5 трубочек, протяните их через нижнюю часть конструкции на расстоянии 2,5 см друг от друга полукругом, в центре оставьте немного места. Переплетите каждый ряд одной трубочкой – всего должно быть 6 рядов, нанесите на трубочки белую краску. Лишние концы трубочек обрежьте.

12. 10 трубочек разрежьте на 3 части, нанесите на них коричневую краску, склейте их между собой, приклейте к стене мельницы – дверь.

13. 4 трубочки разрежьте на 2 части, сложите их крест-накрест, закрепите прищепкой, затем хорошо склейте.

14. Сверху приклейте маленькие трубочки, чтобы получились перегородки, раскрасьте деталь в белый цвет, приклейте ее на крышу мельницы.

Домик

Эту поделку можно поставить в дачной хозяйственной постройке или на огороде, хранить в ней удобрения для растений.

Вам потребуется

Газеты, картон, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 8 квадратов со сторонами 20 см, 2 равносторонних треугольника со сторонами 20 см.

2. Из газет нарежьте полоски 21 × 9 см. Сверните их в трубочки с помощью спицы.

3. 6 квадратов склейте так, чтобы получился куб – домик, 2 квадрата и треугольники приклейте на него – крыша домика.

4. По 3 трубочки переплетите косичкой. Выполните такое количество подобных заготовок, чтобы ими можно было обклеить весь домик.

5. Приклейте трубочки на картонный домик, в центре оставьте немного места.

6. Разрежьте на 2 части 8 трубочек, переплетенных косичкой, нарежьте произвольное количество отрезков по 8 см, приклейте их на стену домика в форме окна.

7. На крышу также приклейте трубочки, переплетенные косичкой.

8. Покрасьте домик. После высыхания покройте лаком (рис. 46).

Рисунок 46. Домик

Елочка

Эта елочка чудесно украсит ваш дом в новогоднюю ночь и на Рождество.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, конусообразная форма, лента, зеленая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 40 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, края склейте.

2. Крест-накрест выложите 4 трубочки, скрепите в центре, поставьте на них форму.

3. Переплетайте трубочки, накладывая одну на другую, до конца формы, наверху перевяжите их лентой.

4. Внизу трубочки обрежьте, выньте форму, края загните, приклейте к внутренней стороне изделия.

5. Нанесите на елочку зеленую краску.

6. Из цветной бумаги вырежьте звездочки, приклейте их на елочку (рис. 47).

Рисунок 47. Елочка

Елочный шар

Меняя окраску, этот шар можно повесить на елку с любыми украшениями.

Вам потребуется

Газеты, акриловые краски, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 30 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Переплетите между собой 3 трубочки косичкой. Сделайте еще 20 таких заготовок.

3. Склейте между собой заготовки, чтобы получился шар.

4. Покрасьте изделие в любой цвет (рис. 48).

Рисунок 48. Елочный шар

Солнышко

Это солнышко будет напоминать вам зимой о теплых днях и чудесном летнем отдыхе.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, акриловые краски, клей ПВА, прищепки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 30 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Нанесите на трубочки желтую краску, оставьте их высыхать.

3. Крест-накрест выложите 3 группы по 4 трубочки в каждой, оплетайте их одной рабочей трубочкой по кругу, через 5 рядов оплетайте по 2 трубочки. В итоге должен получиться круг диаметром 20 см.

4. 5 трубочек скрепите с помощью прищепки, оплетайте их одной трубочкой, постепенно расширяясь книзу. Всего переплетите 10 рядов. Сделайте еще 6 таких же заготовок.

5. Приклейте заготовки к кругу на равном расстоянии друг от друга.

6. Из цветной бумаги вырежьте глаза, приклейте их к солнышку (рис. 49).

Рисунок 49. Солнышко

Декоративный арбуз

Этот арбуз можно поставить на кухне или в столовой.

Вам потребуется

Газеты, светло-зеленая и темно-зеленая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, прищепки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полосы 35 × 15 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Вертикально положите 3 трубочки, скрепите их прищепками сверху и снизу, под крайнюю трубочку положите одну рабочую трубочку, оплетите ей все трубочки по всей длине, при необходимости рабочую трубочку наращивайте.

3. Так же оплетите еще 30 трубочек.

4. Склейте трубочки в форме большого овала.

5. Раскрасьте его, чередую светло-зеленую и темно-зеленую краску (рис. 50).

Рисунок 50. Декоративный арбуз

Гриб

Такие грибы, рассаженные по всему дачному участку, очень оживят пейзаж.

Вам потребуется

Газеты, полукруглая форма, коричневая и белая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 40 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Положите в шахматном порядке 8 трубочек, соединив их по 2.

3. Двумя рабочими трубочками переплетайте по 2 трубочки.

4. Через 5 рядов поместите на трубочки форму, переплетайте по одной трубочке, выполните 10 рядов.

5. Форму уберите, стойки загните, переплетите еще 7 рядов.

6. Снова загните стойки, рабочие трубочки нарастите, переплетайте стойки, сначала слегка расширяя, затем сужая книзу. Так переплетите 23 ряда.

7. Лишние концы трубочек обрежьте, приклейте внутрь поделки.

8. Шляпку гриба покрасьте коричневой краской, ножку – белой (рис. 51).

Рисунок 51. Гриб

Роза

Такая роза будет очень красиво смотреться в вазе на столе, также ее можно использовать как настенное украшение.

Вам потребуется

Газеты, лист картона, розовая и зеленая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, прищепки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 20 × 10 см, 7 × 7 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Края трубочек склейте.

3. 3 короткие трубочки склейте с одного конца, внизу широко их разведите, оплетайте одной рабочей трубочкой по всей длине.

4. Нанесите на полученную заготовку розовую краску. Сделайте еще 6 таких же заготовок. Это будут лепестки розы.

5. Из картона вырежьте треугольник со сторонами 10 см, сверните его конусом.

6. Прикрепите на конус 3 короткие трубочки, используя прищепку, затем оплетайте их одной рабочей трубочкой по форме конуса, все лишние концы отрежьте, покрасьте заготовку в розовый цвет.

7. Приклейте лепестки к заготовке – цветок.

8. 3 длинные трубочки переплетите косичкой, нанесите зеленую краску – стебель.

9. 2 короткие трубочки склейте друг с другом с обоих концов, в середине слегка разведите, оплетайте одной рабочей трубочкой, покрасьте заготовку в зеленый цвет. Сделайте еще 2 такие же заготовки – листочки. Приклейте листочки на стебель.

10. Склейте стебель и цветок, покройте розу лаком (рис. 52).

Рисунок 52. Роза

Ромашка

Цветок станет удачным дополнением дачного интерьера.

Вам потребуется

Газеты, пуговица, белая, зеленая и желтая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 12 × 5 см, 35 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Края трубочек склейте. Когда они высохнут, покрасьте короткие в белый цвет, длинные – в зеленый.

3. Пуговицу покрасьте желтой краской.

4. 3 длинные трубочки переплетите косичкой.

5. Положите 3 вертикальные трубочки, переплетите их одной рабочей трубочкой, края загните, приклейте. Сделайте еще 6 таких же заготовок, приклейте их к пуговице.

6. Аккуратно приклейте пуговицу к длинной косичке (рис. 53).

Рисунок 53. Ромашка

Декоративная свеча

Несколько таких свечей можно поместить на подоконник в рождественскую ночь.

Вам потребуется

Газеты, оранжевая бумага, свеча, белая акриловая краска, клей ПВА, резинка, кисти, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 30 × 11 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Склейте края трубочек, прижмите их.

3. В шахматном порядке положите 3 трубочки, одной рабочей трубочкой переплетите их по кругу – должен получиться круг, диаметром равный диаметру свечи.

4. Поставьте на дно свечу, стойки загните, продолжайте переплетать по всей длине свечи. Затем свечу выньте.

5. Переплетите 2 ряда, немного сужая, рабочую трубочку отрежьте, стойки переплетите между собой – фитиль.

6. Нанесите на свечу белую краску, дайте ей высохнуть.

7. Из оранжевой бумаги вырежьте небольшое пламя, приклейте его на фитиль (рис. 54).

Рисунок 54. Декоративная свеча

Декоративный зонтик

Такой зонтик можно повесить в прихожей и класть в него ключи от дома.

Вам потребуется

Газеты, картон, проволока, акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, прищепка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 70 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Из картона вырежьте квадрат 50 × 50 см, сверните его конусом, края склейте.

3. На картон прикрепите 14 трубочек на равном расстоянии друг от друга, переплетите каждый ряд отдельной трубочкой. Переплетайте на расстоянии 1 см.

4. Уберите картонную форму, трубочки наверху переплетите.

5. Проволоку немного закруглите с одного края, обмотайте ее трубочкой.

6. Приклейте проволоку к изделию – ручка зонта (рис. 55).

Рисунок 55. Декоративный зонт

Бант

Поделка подойдет в качестве украшения комнаты девочки.

Вам потребуется

Газеты, бант из атласной ленты красного цвета, акриловая краска белого цвета, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полосы 36 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Немного прижмите трубочки.

3. Крест-накрест выложите 4 трубочки, в центре склейте их, концы расправьте в форме солнышка.

4. Рабочей трубочкой начните оплетать солнышко.

5. Когда заготовка достигнет желаемого размера, приклейте конец трубочки к изделию.

6. Оставьте подсыхать, а затем покрасьте заготовку белой акриловой краской.

7. Когда краска высохнет, приклейте на изделие бант из атласной ленты (рис. 56).

Рисунок 56. Бант

Веер

Это изделие имеет не только декоративное значение, но и практическое: таким веером очень удобно обмахиваться в жаркую погоду.

Вам потребуется

Газеты, картон, кружево, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 2 шаблона для веера с отверстиями снизу и посередине.

2. Из газет нарежьте полоски 30 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

3. К одному шаблону приклейте 20 трубочек так, чтобы они расширялись кверху, на них наклейте второй шаблон.

4. Внизу рабочей трубочкой оплетите вертикальные трубочки одним рядом, лишний рабочий конец обрежьте, так же оплетите еще 8 рядов.

5. На верхнюю часть веера приклейте трубочку.

6. Покрасьте веер белой краской, после высыхания покройте лаком.

7. Приклейте на веер кружево (рис. 57).

Рисунок 57. Веер

Декоративный штурвал

Этот штурвал хорошо смотрится в прихожей, комнате мальчика. Также он подойдет и для дачного домика.

Вам потребуется

Газеты, картонный цилиндр от фольги, проволока, акриловая краска любого цвета, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 70 × 15 см. Скрутите их в трубочки с помощью спицы.

2. На длинную проволоку накрутите трубочки.

3. Крест-накрест положите 4 трубочки, поместите на них картонный цилиндр, загните стойки и оплетайте цилиндр, при этом одну трубочку кладите на другую.

4. Так оплетите весь цилиндр, затем поднимите его, еще раз оплетите.

5. Уберите картонный цилиндр, замкните заготовку в круг, края склейте.

6. В круг крест-накрест вставьте 2 трубочки. Концы, выходящие за пределы круга, несколько раз обмотайте трубочками.

7. Одну трубочку разрежьте на 4 равные части, сверните ее кругом, а затем приклейте в центр штурвала.

8. Покрасьте готовый штурвал (рис. 58).

Рисунок 58. Декоративный штурвал

Глобус

Этот глобус украсит детскую комнату или рабочий кабинет.

Вам потребуется

Газеты, шарообразная форма, проволока, акриловые краски разных цветов, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 50 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. 3 группы трубочек по 4 штуки в каждой переплетите между собой косичкой, замкните в круг.

3. 6 трубочек разрежьте на 2 части, с одного конца перемотайте их еще одной трубочкой, переплетите их рабочей трубочкой, постоянно расширяясь к низу, приклейте к кругу – основание глобуса.

4. Проволоку длиной 15 см обмотайте трубочкой, от края отступите 2 см, согните, приклейте проволоку к основанию.

5. На шарообразную форму прикрепите 10 трубочек, переплетите их между собой, накладывая одну на другую.

6. Сначала раскрасьте плетеный шар в белый цвет, а затем раскрасьте как глобус (рис. 59).

Рисунок 59. Глобус

Заяц

Такой забавный зайчонок замечательно будет смотреться среди дачных цветов и на газоне.

Вам потребуется

Газеты, 5 отрезков проволоки, коричневая и белая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 60 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Покрасьте трубочки в коричневый цвет, дайте им высохнуть.

3. Через 2 трубочки пропустите проволоку, согните их, обмотайте трубочками – уши.

4. Крест-накрест положите 6 трубочек, переплетите их одной рабочей трубочкой, немного закругляясь, чтобы получился шар – голова. Затем все лишние концы отрежьте, края склейте.

5. Соедините 3 небольшие проволоки, обмотайте их трубочками, приклейте к голове – усы.

6. К голове приклейте уши.

7. Нарисуйте зайцу зубы, нос и глаза.

Улитка

Эту улитку можно установить на газоне дачного участка или поместить в большой горшок с декоративным комнатным растением.

Вам потребуется

Газеты, цветная бумага, бисер, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полосы 40 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Положите 3 трубочки крест-накрест, скрепите в центре.

3. Загните нижнюю трубочку, положите ее на соседнюю, так же загните остальные.

4. Продолжайте плести, сначала немного расширяясь, в середине плетите ровно, затем сужайте плетение. Проплетите до необходимой длины тела улитки.

5. Лишние концы загните внутрь изделия.

6. На спине пропустите 3 трубочки и плетите так же, как и туловище, должна получиться длинная заготовка.

7. Длинную заготовку сверните спиралью, приклейте к спине улитки – домик.

8. Покрасьте улитку в коричневый цвет. Когда краска высохнет, нанесите лак.

9. Приклейте глаза-бисеринки.

10. Из цветной бумаги вырежьте рот, приклейте его (рис. 60).

Рисунок 60. Улитка

Шкатулки

Круглая шкатулка с кружевной крышкой

Такая шкатулка подойдет для хранения украшений, а также станет изящным подарком для молодой девушки.

Вам потребуется

Газеты, кружево, бусины среднего размера в тон кружеву, пищевой краситель, акриловый лак, плиточный клей, клей ПВА, зажим для бумаги, емкость, спица, канцелярский нож, ножницы.

Ход работы:

1. Разрежьте газетные листы поперек на полосы шириной 10 см.

2. С помощью спицы скрутите плотные трубочки. Угол между полоской и спицей должен быть как можно меньше. Подклейте краешек клеем ПВА.

3. Разведите пищевой краситель согласно инструкции на упаковке.

4. Опустите трубочки в емкость, выньте и оставьте до высыхания.

5. 16 трубочек разделите на 4 группы и положите их крест-накрест так, как показано на рисунке. Склейте трубочки в местах пересечения клеем ПВА.

6. Возьмите одну рабочую трубочку, согните пополам и начните плетение «веревочка» с самой нижней трубочки.

7. По мере необходимости наращивайте трубочки, вставляя в свободный конец следующую.

8. Когда дно шкатулки достигнет нужного размера, поставьте на него тяжелый груз цилиндрической формы и начните оплетание этого груза той же «веревочкой».

9. Когда стенки изделия достигнут требуемой высоты, выполните плетение по краю, используя оставшиеся рабочие трубочки. По окончании плетения концы трубочек подклейте и обрежьте после высыхания.

10. Возьмите 4 трубочки скрепите вверху зажимом для бумаги и плетите из них косичку, вытягивая трубочку с одного края в виде петельки, тем самым ослабляя ее.

11. По окончании плетения оставшиеся свободные концы трубочек аккуратно вставьте в концы, которые находились под зажимом, предварительно намазав первые клеем ПВА – основа для крышки.

12. Вырежьте из кружева круглую заготовку так, чтобы ее диаметр был чуть больше внутреннего диаметра основы.

13. Переверните основу для крышки внутренней стороной вверх. Края кружева хорошо смажьте клеем ПВА по всей окружности и приклейте к основе.

14. С наружной стороны по краю кружева приклейте в один ряд бусины на плиточный клей.

15. Плетеные части шкатулки покройте акриловым лаком (рис. 61).

Рисунок 61. Круглая шкатулка с кружевной крышкой

Круглая шкатулка для мелких предметов

В небольшой круглой шкатулке можно хранить различные предметы. Они всегда окажутся под рукой и не растеряются. Плетение и декор шкатулки несложные в выполнении.

Вам потребуется

Газеты, грунтовка, водоэмульсионная зеленая краска, бордовая и золотая акриловые краски, клей канцелярский или ПВА, кусок шелковой или атласной ткани, кусок поролона, спонж, спица, ножницы, кисточки, 6 булавок, банка размером с будущую шкатулку.

Ход работы:

1. Нарежьте газеты вдоль страниц полосками шириной 6 см. Для удобства можно скрепить несколько газет и нарезать сразу большее количество полосок.

2. С помощью спицы сделайте из полосок трубочки и закрепите их клеем.

3. Сплетите квадрат из 4-х горизонтальных и 4-х вертикальных трубочек в шахматном порядке. При этом свободные края оставьте одинакового размера.

4. Одну из крайних трубочек перегните в сторону и оплетайте ею квадрат со всех сторон пока не получите дно шкатулки нужного размера. По мере необходимости наращивайте трубочку. Для этого обрежьте край под углом, смажьте клеем конец второй трубочки и вставьте его в первую на 1 см. Расстояние между радиально расположенными трубочками выравнивайте.

5. Загните концы радиальных трубочек вверх. Поставьте в центр дна шкатулки банку соответствующего размера, чтобы получить изделие правильной формы, и продолжайте плетение. Рабочей трубочкой оплетайте вертикальные ряды в горизонтальном направлении. Плетение ведите в шахматном порядке до необходимой высоты.

6. Обрежьте вертикальные трубочки, оставив свободные концы длиной 3 см. Загните их соответственно плетению внутрь или наружу и заправьте под трубочки горизонтальных рядов. Таким образом вы закрепите плетение и сделаете аккуратными края шкатулки.

7. Подобным образом сплетите крышку шкатулки. Ее диаметр сделайте немного большим, чем дно шкатулки, а высоту – небольшой. Тогда она с легкостью будет надеваться на основание и хорошо держаться.

8. Обе части шкатулки покройте грунтовкой с помощью кисти. Просушите изделие.

9. Зеленой краской с помощью спонжа или кисти окрасьте основание шкатулки снаружи и внутри, а также внутреннюю часть крышки. Просушите их.

10. Бордовой краской покрасьте крышку шкатулки снаружи и дождитесь ее высыхания.

11. Бордовой краской окрасьте второй горизонтальный ряд на наружной поверхности шкатулки. Краску наносите только на видимые участки горизонтально идущей трубочки. Не обязательно прокрашивать их полностью, можно делать это мазками. Таким же образом окрасьте пятый горизонтальный ряд.

12. Влажным спонжем нанесите золотую краску на наружную поверхность основания и крышки шкатулки. Оставьте их для просушивания.

13. Из поролона вырежьте круг диаметром, равным дну шкатулки, и деталь, ширина которой немного ниже высоты шкатулки (на толщину поролона), а высота соответствует ее окружности.

14. Уложите на дно шкатулки круг из поролона и вдоль стенок проложите вторую деталь.

15. Положите кусок ткани в шкатулку, расправьте во все стороны и обрежьте, оставляя свободными края длиной 5 см. Аккуратно сформируйте красивые складки внутри шкатулки. Края заправьте под поролон и закрепите булавками так, что бы их не было видно. Шкатулка готова.

Круглая шкатулка из газетных трубочек

Шкатулка, выполненная в утонченной технике плетения, станет прекрасным подарком на любой праздник.

Вам потребуется

Газеты, форма для шкатулки, пищевые красители, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте полоски из газет 40 × 5 см.

2. К краю полоски приложите спицу под небольшим углом. Плотно прижмите полоску к спице, скрутите заготовку. Оставшийся небольшой край полоски смажьте клеем ПВА и докрутите, после чего вытащите спицу.

3. Краситель разведите согласно инструкции на упаковке. Опустите трубочки в контейнер с раствором, выньте и оставьте на открытом воздухе до полного высыхания.

4. Плетение начните с дна шкатулки. Для этого 4 группы трубочек (по 2 в каждой) уложите друг на друга крест-накрест. Далее под нижние трубочки положите одну рабочую трубочку, которой оплетите поочередно каждую из групп. Для продолжения плетения нарастите рабочую трубочку.

5. После нескольких рядов плетения заготовки из 4 групп разделите на 8 одиночных трубочек-стоек. Под самую нижнюю из них подложите дополнительную трубочку и далее плетение ведите способом «веревочка». Для этого первой рабочей трубочкой обхватите стойку сверху, а второй снизу и продолжите оплетание остальных стоек аналогичным образом.

6. Когда дно достигнет нужного диаметра, рабочие трубочки подклейте и обрежьте после высыхания.

7. Для того чтобы сплести стенки шкатулки, поднимите стойки, заводя каждую из них за следующую. Наращивайте стойки аналогично рабочим трубочкам.

8. Вставьте форму в изделие. Под стойки подставьте рабочие трубочки и плетите способом «веревочка». Цвета трубочек выбирайте согласно задуманному узору.

9. Когда стенки достигнут желаемой высоты, трубочки подклейте и обрежьте.

10. Первую стойку заведите за вторую с внутренней стороны и обогните ее. Аналогичную операцию проведите и с остальными стойками. После этого первую заведите в отверстие, которое образовалось после огибания ей второй, и аккуратно спрячьте внутрь шкатулки. После того как будут спрятаны все стойки, подклейте и обрежьте их после высыхания.

11. Крышку шкатулки выполните так же, как донышко.

12. Готовую шкатулку покройте бесцветным лаком (рис. 62).

Рисунок 62. Круглая шкатулка из газетных трубочек

Шкатулка-короб

Вместительная шкатулка прямоугольной формы очень практична. В нее многое войдет, а хранить ее можно на видном месте.

Вам потребуется

Газеты, картонная коробка с крышкой, коричневая акриловая краска, акриловый лак, кусок плотной ткани, клей ПВА, ножницы, кисточки, спица, картон, бумажные салфетки с крупным цветочным рисунком.

Ход работы:

1. С помощью спицы заготовьте из газет трубочки и закрепите их клеем.

2. Срежьте с крышки картонной коробки загибающиеся края. Покрасьте коробку с боковых сторон коричневой краской и просушите.

3. Наклейте на дно коробки концы трубочек через равное расстояние – четыре трубочки на более длинной стороне коробки и три – на короткой. Сверху наклейте картонный лист соответствующего дну размера.

4. Рядом с крайней из четырех трубочек разместите еще одну и используйте ее для оплетания стенок коробки. Плетение ведите в шахматном порядке.

5. Оплетая коробку, горизонтальную трубочку обрежьте, а ее край смажьте клеем и заправьте за предыдущий ряд.

6. Вертикальные трубочки укоротите, оставив свободные концы по 2 см длиной, загните внутрь и тоже подклейте. С задней стороны коробки вертикальные трубочки обрежьте по краю горизонтального ряда и подклейте к нему.

7. С трех сторон по верхнему краю коробки сделайте окантовку. Те же действия совершите с нижним краем шкатулки.

8. Вдоль бокового края крышки наклейте вплотную друг к другу трубочки. Вставляйте между ними в шахматном порядке более короткие трубочки. Свободные концы обрежьте, оставив по 2 см. Перегните их на другую сторону и подклейте. Наклейте поверх лист картона.

9. По краю крышки сделайте окантовку в 3–4 ряда. Те же действия совершите вдоль боковой поверхности крышки.

10. Покрасьте шкатулку снаружи коричневой краской и просушите.

11. Вырежьте из плотной ткани прямоугольники величиной, немного превышающей размеры дна, стенок и крышки шкатулки. Аккуратно оклейте ими внутреннюю поверхность шкатулки, не оставляя зазоров.

12. Вырежьте из бумажных салфеток рисунки. Наклейте их снаружи на крышку и боковые поверхности шкатулки. Полностью прижмите рисунки к основе, чтобы повторить ее рельеф.

13. Покройте шкатулку акриловым лаком с помощью кисти и просушите.

Шкатулка для писем

Плетеная вместительная шкатулка выглядит как из натуральной лозы. Ее можно разместить в шкафу или на открытой полке. В такой шкатулке удобно хранить старые письма и открытки.

Вам потребуется

Газеты, картонная коробка с крышкой, светлая коричневая акриловая краска, акриловый лак, клей ПВА, ножницы, спица, кисточки, открытка, бельевые прищепки, 2 листа картона, цветная бумага.

Ход работы:

1. Вырежьте из цветной бумаги детали для оклейки внутренней поверхности коробки и крышки. При этом следует учесть припуски на их стыковку, чтобы не было зазоров. Оклеивая верхнюю часть коробки и крышки, края бумаги перегните и закрепите снаружи.

2. Покрасьте внешнюю часть коробки светло-коричневой краской. Просушите ее.

3. С помощью спицы заготовьте из газет трубочки и закрепите их клеем.

4. Наметьте на дне перевернутой коробки перпендикулярные линии для наклеивания трубочек с одинаковым интервалом (2–3 см). Смажьте концы трубочек на 3 см клеем и прижмите их к дну коробки. Крайние с каждой стороны трубочки располагайте на небольшом расстоянии от ребра коробки. Поверх наклейте прямоугольник из картона соответствующего размера.

5. Переверните коробку и загните трубочки кверху. Оплетайте их горизонтально сразу двумя трубочками, перекрещивая между собой, обхватывая ими вертикальные ряды. Плетение продолжайте до верхнего края коробки.

6. Концы вертикальных трубочек подрежьте, перегните в сторону и заправьте под несколько рядов плетения с помощью спицы, которой удобно делать зазоры. Выступающие концы заправленных трубочек обрежьте.

7. На картоне, равном по размеру крышке коробки наметьте продольные линии для ровного плетения. Интервал между ними сделайте по 2,5 см.

8. Наложите по линиям трубочки, оставив свободными концы с двух сторон. Оплетайте их сразу двумя трубочками в перпендикулярном направлении, как при плетении стенок шкатулки. Для удобства на время закрепляйте концы трубочек прищепками. В правой части плетения оставьте окошко для картинки. Для этого в средней части крышки плетение каждого ряда прерывайте, а конец трубочки подворачивайте и подклеивайте изнутри. Отступив на расстояние, которое немного меньше ширины открытки, возобновите плетение с другой стороны в горизонтальном направлении. Для него используйте длинную трубочку. В верхней части крышки ведите плетение сплошными рядами.

9. Свободные концы трубочек укоротите до 3 см, загните вниз и подклейте к обратной стороне картонного листа. Наклейте его на крышку коробки. По краю крышки сделайте окантовку из трубочек таким образом, чтобы скрыть боковые поверхности картона.

10. Покрасьте шкатулку снаружи кистью в светло-коричневый цвет, просушите. Затем нанесите на нее другой кистью слой акрилового лака и вновь дождитесь высыхания.

11. В окошко вставьте открытку.

Шкатулка с розочками

Эта шкатулка всегда пригодится в доме для хранения всевозможных нужных мелочей.

Вам потребуется

Газеты, картон, бархатная цветная бумага, красные небольшие розочки из ленты, бечевка, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы один конец был уже другого.

3. Из картона вырежьте 2 одинаковых прямоугольника – дно и крышка.

4. В дне сделайте по всем сторонам через равные промежутки отверстия.

5. В отверстия пропустите трубочки концами на лицевую сторону, приклейте к дну.

6. Вертикальные трубочки оплетите двумя трубочками, пустив одну назад, другую вперед и чередуя. Плетите до высоты 7 см.

7. Оставшиеся концы вертикальных трубочек вплетите внутрь, заклейте.

8. На крышку приклейте 3 ряда одинаковых трубочек, по краям приклейте по сплошной трубочке.

9. Одну трубочку сверните в плотный круг, приклейте в центре крышки.

10. Раскрасьте обе заготовки в розовый цвет, покройте лаком.

11. Когда лак полностью высохнет, внутренние стенки шкатулки обклейте бархатной бумагой. Соедините с помощью клея и цветной бумаги шкатулку с крышкой.

12. На крышку приклейте розочки в противоположных углах.

Настенные украшения

Настенное украшение «Венок с шишками»

Венок с шишками отлично подойдет для украшения дома к Новому году. Можно сделать несколько таких изделий и повесить их в каждой комнате.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА и «Момент», акриловая краска зеленого цвета, серебристая краска в баллончике, деревянная заготовка круглой формы диаметром 20 см, кисточки, спица, ножницы, двусторонний скотч, 3 еловые шишки, красная ленточка.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы. Закрепите клеем и хорошо просушите.

2. Покрасьте заготовки в зеленый цвет при помощи кисти, дайте им подсохнуть.

3. При помощи клея «Момент» прилепите трубочки на деревянную заготовку так, чтобы в итоге образовался венок.

4. Еловые шишки покройте серебристой краской, отложите в сторону и дайте высохнуть.

5. Приклейте шишки на заготовку.

6. Из красной ленты сделайте маленькие бантики и поместите, подклеивая, на венок.

7. На заднюю сторону деревянной заготовки прилепите двусторонний скотч.

Яркое настенное панно

Яркое настенное станет отличным элементом декора. Если повесить его на стену в спальне, оно будет дарить бодрость по утрам и хорошее настроение.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, краска в баллончиках разных цветов, кисточка, спица, ножницы, бельевая прищепка, акриловый лак, прямоугольная деревянная заготовка 30 × 50 см.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край трубочки был тоньше другого.

2. Сверните заготовки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

3. Когда спираль достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

4. Сделайте несколько таких заготовок разного размера, а затем склейте их между собой в произвольном порядке.

5. На каждую спираль нанесите с одной стороны горячий клей, приклейте их к деревянной заготовке.

6. Покрасьте спирали разными цветами. После высыхания покройте лаком (рис. 63).

Рисунок 63. Яркое настенное панно

Панно в технике декупаж

Панно, выполненное в технике декупаж, будет гармонично выглядеть не только на стенах в спальне и гостиной, но и отлично впишется в интерьер кухни. Для этого нужно только подобрать соответствующий рисунок салфетки.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловый лак, полиэтиленовый пакет или файл для бумаг, салфетка с городским мотивом (или любым другим), кисточка, спица, скотч, ножницы, веревка.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки одинаковой длины из листов газеты с помощью спицы, закрепите их клеем. Просушите.

2. Склейте заготовки между собой так, чтобы они образовали панно размером с лист формата А4. Дайте высохнуть.

3. Возьмите салфетку для декупажа, отделите лишние слои и оставьте только тот, на котором расположен орнамент.

4. Положите салфетку на файл лицевой стороной и смочите ее водой, затем распрямите, чтобы не было складок.

5. Файл с салфеткой разместите на панно. Аккуратно снимайте файл, чтобы не повредить салфетку.

6. Расправьте салфетку, промажьте клеем ПВА и дайте высохнуть.

7. После высыхания покройте панно лаком.

8. Присоедините веревку к задней стороне панно при помощи скотча.

Настенное панно «Романтика»

Такое панно станет отличным дополнением к интерьеру спальни или гостиной.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая и голубая акриловые краски, акриловый лак, кисточки, спица, бельевая прищепка, двусторонний скотч, ножницы.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край был тоньше другого.

2. Разделите заготовки на 2 части. Одна будет белого цвета, вторая – произвольного, подходящего под интерьер комнаты (к примеру, голубого).

3. Окрасьте трубочки в белый и голубой цвет, поместив их в емкость с краской нужного цвета, либо используйте кисть и окрасьте каждую заготовку отдельно.

4. Окрашенные трубочки отложите в сторону, и дайте им подсохнуть.

5. Затем сверните белые трубочки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

6. Далее продолжите наращивание заготовками голубого цвета, чередуя их в дальнейшем по желанию.

7. Когда спираль достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

8. Покройте лаком и просушите.

9. Сделайте несколько таких спиралей разного размера, а затем склейте их между собой в произвольном порядке.

10. Готовое панно повесьте на стену с помощью двустороннего скотча (рис. 64).

Рисунок 64. Настенное панно «Романтика»

Настенное панно с палочками корицы

Необычное панно из газетных трубочек и палочек корицы несомненно украсит вашу кухню и привнесет новизну и оригинальность интерьеру.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, коричневая краска в баллончике, спица, палочки корицы, листы фетра коричневого цвета, бечевка, ножницы.

Ход работы:

1. Скрутите 4 тонкие трубочки одинаковой длины, и 4 толстые трубочки из листов газеты с помощью спицы. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Разложите заготовки друг под другом, чередуя толстые и тонкие в произвольном порядке, и покрасьте коричневой краской.

3. В каждой трубочке на обоих концах сделайте отверстия и пропустите через них бечевку так, чтобы заготовки оказались друг под другом на расстоянии 3–4 см.

4. Фетр нарежьте в форме листьев деревьев или любой другой произвольной формы.

5. Приклейте фетровые заготовки при помощи горячего клея на трубочки и дайте им подсохнуть.

6. Затем, используя горячий клей, приклейте палочки корицы. Просушите.

Декоративное панно из разноцветных газетных трубочек

Чтобы такое панно лучше вписалось в интерьер комнаты, его цветовая гамма должна соответствовать цветовому и дизайнерскому решениям помещения.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска желтого, красного, синего, зеленого цветов, акриловый лак, серебристая краска в баллончике, кисточка, спица, ножницы, бельевая прищепка, трафарет с кленовым листом.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край был тоньше другого.

2. Поделите заготовленные трубочки на 4 части. Одна партия будет желтого цвета, вторая – красного, третья – синего, четвертая – зеленого.

3. Окрасьте заготовки кисточкой или поместите в емкость с краской нужного цвета.

4. Окрашенные трубочки отложите в сторону и дайте им подсохнуть.

5. Затем сверните желтые трубочки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку путем, фиксируя конструкцию прищепкой.

6. Далее можно продолжить наращивание заготовками красного цвета, синего и зеленого.

7. Когда спираль достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки и зафиксируйте прищепкой до высыхания. Покройте лаком.

8. Сделайте вторую такую спираль, но меньшего размера, а затем приклейте ее по центру первой заготовки.

9. Дайте подсохнуть.

10. Затем возьмите трафарет с кленовым листом и аккуратно распылите серебристую краску из баллончика.

Панно «Окно в Париж»

Панно из газетных трубочек, декорированное с помощью вырезанных бумажных мотивов, станет отличным украшением вашего дома.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловый лак, салфетка с французским мотивом, кисточка, спица, ножницы, бельевые прищепки, полиэтиленовый пакет или файл для бумаг.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки одинаковой длины из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем и просушите.

2. Склейте заготовки между собой при помощи клея ПВА так, чтобы они образовали панно размером с лист формата А4. Просушите.

3. Затем выложите трубочки в шахматном порядке. В местах соединения проклейте клеем ПВА, оставляя между трубочками расстояние примерно 1–1,5 см.

4. Для того чтобы крайние трубочки лучше соединились нужно защепить их прищепками.

5. Когда заготовка подсохнет от клея приступайте к декупажу.

6. Возьмите салфетку для декупажа, отделите лишние слои и оставьте только тот, что с орнаментом.

7. Положите салфетку на файл лицевой стороной и смочите ее водой, затем распрямите, чтобы не было складок.

8. Файл с салфеткой переверните на заготовку из газетных трубочек, аккуратно снимите файл.

9. Расправьте салфетку. Затем промажьте клеем ПВА и дайте высохнуть.

10. Покройте лаком.

Настенное украшение «Яблочки»

Это украшение больше всего подойдет для интерьера кухни. Оно обратит на себя внимание гостей и станет интересным декором для вашего дома.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска красного и зеленого цветов, 3 пенопластовых шарика, спица, кисточка, тонкая ленточка зеленого цвета, проволока, ножницы.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем и просушите.

2. Поделите заготовки на 2 части. Одна партия трубочек будет красного цвета, вторая – зеленого. Просушите.

3. Возьмите пенопластовые шары и приклейте на них при помощи клея ПВА красные газетные трубочки так, чтобы каждый новый моток находил на предыдущий. Дайте поделке просохнуть.

4. Затем сверните все зеленые трубочки (кроме одной) по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой. Получились листья яблок.

5. Оставшуюся трубочку зеленого цвета разделите на 3 части. В каждую часть вставьте проволоку – веточка яблока.

6. Воткните эту конструкцию в пенопластовые шарики.

7. Листья яблок прикрепите к веточкам при помощи горячего клея.

8. Когда все 3 яблока подсохнут от клея, свяжите их за веточки зеленой ленточкой и подвесьте.

Настенное панно с черепахами

Настенное украшение с черепахами отлично впишется в интерьер с морской тематикой. Это может быть как детская комната, так и гостиная. Панно также будет замечательно смотреться в ванной комнате.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска желтого и зеленого цветов, кисточки, спица, ножницы, мелкие речные ракушки.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край трубочки был тоньше другого. Закрепите их клеем и просушите.

2. Покрасьте заготовки желтой краской при помощи кисточки.

3. Затем сверните трубочки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине.

4. Склейте спирали между собой в 3 ряда: 1-й ряд 5 спиралей, 2-й ряд – 7, 3-й ряд (нижний) – 9.

5. От нижнего ряда в сторону приклейте клеем ПВА 5 спиралей, образуя голову черепахи. Просушите.

6. Скрутите еще трубочки из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем, просушите, покрасьте зеленой акриловой краской и дайте высохнуть.

7. Затем склейте между собой, располагая друг под другом.

8. Ножницами отрежьте неровные края, заготовка должна быть прямоугольной формы.

9. При помощи клея ПВА приклейте к заготовке черепах.

10. Панно можно украсить ракушками.

Настенное панно с цветами

Такое панно придаст комнате уют и гармонию, благодаря нежным цветам и фиолетовому оттенку газетных трубочек.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска фиолетового цвета, акриловый лак, искусственные цветы белого и розового цветов, кисточки, спица, бельевая прищепка, ножницы, двусторонний скотч.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край трубочки был тоньше другого.

2. Покрасьте заготовки фиолетовой акриловой краской при помощи кисти.

3. Окрашенные трубочки отложите в сторону, и дайте им подсохнуть.

4. Затем сверните трубочки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку путем вставки в нее следующей, фиксируя конструкцию прищепкой.

5. Когда спираль достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

6. Покройте заготовку лаком.

7. При помощи двустороннего скотча приклейте цветы к газетной заготовке в произвольном порядке (рис. 65).

Рисунок 65. Настенное панно с цветами

Декоративное панно с бусинами

Такое панно можно сделать как в одной цветовой гамме с интерьером, так и совершенно другим ярким цветом, чтобы акцентировать внимание на нем.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, спица, деревянные бусины, бечевка, коричневая краска в баллончике, двусторонний скотч или контактная лента, ножницы.

Ход работы:

1. Скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Разложите заготовки друг под другом и покрасьте коричневой краской из баллончика.

3. Соедините их в одно цельное полотно. Для этого используйте бечевку, завязывая ее узелками после каждой трубочки.

4. Затем покройте панно лаком и дайте подсохнуть.

5. При помощи горячего клея приклейте на панно бусины в произвольном порядке. Просушите.

6. С тыльной стороны панно приклейте двусторонний скотч или контактную ленту для крепления на стену.

Панно из квадратных элементов

Панно подойдет для украшения любой комнаты в доме и станет изюминкой интерьера.

Вам потребуется

Газеты, спица, клей ПВА, краска в баллончике разных цветов, бечевка, большая игла, молоток, бельевая прищепка, ножницы.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Затем сверните заготовки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

3. Когда спираль достигнет размера 10 × 10 см, подклейте конец последней трубочки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

4. Затем, используя молоток, постучите по заготовке со всех сторон, формируя квадрат.

5. Сделайте 50 таких квадратов.

6. При помощи большой иглы и бечевки нанижите заготовки на расстоянии 5 см друг от друга, чтобы они стали цельным полотном.

7. Затем покрасьте красками из баллончика, используя каждый раз новый цвет (например, имитируя радугу или разноцветные круги). Просушите.

Панно «Шахматка»

Интересное и необычное панно украсит интерьер в морском стиле, станет его важным дополнением.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска бирюзового цвета, кисточка, морские ракушки среднего размера, спица, бечевка, проволока, ножницы, плоскогубцы.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Начните продевать трубочки в шахматном порядке. Количество трубочек должно быть одинаковым и по горизонтали и по вертикали. В итоге должно получиться панно 30 × 40 см. Неровные края обрежьте ножницами.

3. Промажьте заготовку клеем ПВА и дайте подсохнуть.

4. Покрасьте при помощи кисти акриловой краской бирюзового цвета. Просушите.

5. При помощи горячего клея наклейте на панно ракушки в произвольном порядке и дайте заготовке подсохнуть.

6. Из проволоки при помощи плоскогубцев сделайте фигурку якоря и обтяните ее бечевкой. Приклейте на панно.

Декоративное панно «Сердечко»

Такое панно станет замечательным дополнением любого интерьера или хорошим и душевным подарком для родных и друзей на любой праздник.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска красного и белого цветов, контактная лента, кисточки, спица, ножницы, бельевая прищепка.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Покрасьте заготовки красной акриловой краской при помощи кисти.

3. Затем поделите трубочки на части, в каждой по три.

4. Сплетите из 3-х трубочек косичку. Повторите с оставшимися.

5. Склейте косички между собой так, чтобы получилось одно целое полотно.

6. Скрутите еще произвольное количество трубочек и покрасьте их белой акриловой краской. Дайте подсохнуть.

7. Затем сверните белые трубочки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

8. Когда спираль достигнет необходимого размера, аккуратно подклейте конец последней трубочки и хорошо зафиксируйте прищепкой до высыхания.

9. Приклейте клеем ПВА белые спирали на красное полотно, формируя сердечко.

10. Дайте панно подсохнуть.

11. С тыльной стороны панно приклейте контактную ленту.

Ажурное настенное панно

Ажурное панно на стене любой комнаты всегда окажется в центре внимания и никого не оставит равнодушным.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, краска в баллончике золотистого цвета, кисточка, спица, ножницы, бельевая прищепка, двусторонний скотч, резинки для денег, проволока, плоскогубцы.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки одинаковой длины из листов газеты с помощью спицы и закрепите клеем. Дайте просохнуть.

2. Затем каждую трубочку сверните завитками различной формы по желанию, подклеивая их клеем ПВА.

3. Зафиксируйте заготовки резинками для денег и оставьте так до полного высыхания.

4. Когда завитки хорошо высохнут, соедините их между собой при помощи проволоки, предварительно нарезанной на отрезки равной длины. Для закрепления проволоки используйте плоскогубцы.

5. Когда все заготовки будут соединены, покройте их золотистой краской из баллончика.

6. Оставьте панно высыхать.

7. На готовое панно с задней стороны поместите несколько отрезков двустороннего скотча для крепления к стене (рис. 66).

Рисунок 66. Ажурное настенное панно

Панно с пуговицами

Яркое и необычное панно обязательно будет радовать изо дня в день своего обладателя. Оно отлично впишется в любой интерьер.

Вам потребуется

Газеты, спица, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска желтого цвета, кисточка, разноцветные пуговицы, ножницы, бельевая прищепка.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Затем сверните заготовки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

3. Сделайте 30 таких заготовок с диаметром 7 см.

4. Покрасьте акриловой краской желтого цвета и дайте высохнуть.

5. При помощи горячего клея приклейте пуговицы в центр каждой спирали.

6. Затем склейте заготовки при помощи горячего клея друг с другом так, чтобы они образовали полотно.

Настенное украшение «Сердечки»

Панно подойдет для оформления детской комнаты или станет хорошим подарком на годовщину свадьбы, если в центр сердечек приклеить не бутоны роз, а фотографии с торжества.

Вам потребуется

Газеты, спица, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска красного цвета, бечевка, проволока, плоскогубцы, ножницы, кисти, искусственные бутоны роз, глиттеры.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Покрасьте заготовки красной акриловой краской при помощи кисти.

3. Возьмите проволоку и нарежьте ее на отрезки длиной 20–25 см.

4. При помощи плоскогубцев изогните проволоку в форме сердца. Повторите с оставшимися отрезками. Количество сердечек произвольное. У одной партии сердечек из проволоки сделайте одну петлю, на которую в дальнейшем оно будет подвешиваться, у другой партии сердечек сделайте петли и сверху и снизу.

5. Каждое сердечко оплетите газетными трубочками так, чтобы проволоку не было видно.

6. В местах, где это необходимо, проклейте газетные трубочки клеем ПВА.

7. Отложите заготовки и дайте им подсохнуть.

8. От проволоки отсоедините длинный отрезок и при помощи плоскогубцев придайте ему форму треугольника.

9. Сердечки с двумя петлями повесьте на проволоку в один ряд, затем на нижние их петли подвесьте оставшиеся сердечки.

10. В центр каждого сердечка приклейте на горячий клей бутон розы.

11. Готовое украшение можно покрыть глиттерами.

Кофейное панно

Кофейное панно станет отличным украшением для кухни. Аромат кофейных зерен будет бодрить по утрам.

Вам потребуется

Газеты, тесьма коричневого цвета, кофе в зернах, спица, ножницы, клей ПВА, горячий клей, любые сухие цветы, лист из нотного альбома.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки одинаковой длины из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем и просушите.

2. Склейте заготовки между собой при помощи клея ПВА так, чтобы трубочки образовали панно размером с лист формата А4. Дайте высохнуть.

3. В одной части панно приклейте нотный лист при помощи клея ПВА, возле него разместите кофе в зернах, используя горячий клей.

4. В другой части изделия аккуратно приклейте сухие цветы.

5. Оставьте заготовку до полного высыхания.

6. Для рамки тесьму коричневого цвета нарежьте на 4 части: 2 длинные и 2 короткие.

7. Приклейте тесьму на соответствующие стороны панно (рис. 67).

Рисунок 67. Кофейное панно

Настенное украшение «Вазочки с цветами»

Вазочки станут отличным украшением гостиной и спальни. В них вы можете разместить разнообразные яркие искусственные цветы, или, поместив колбу с водой, поставить свежие цветы на тонких стеблях.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, 3 тубы от бумажных полотенец, акриловая краска желтого цвета, 3 тонкие атласные ленты зеленого цвета, кисточка, спица, ножницы, веревка, двусторонняя контактная лента, бумажные или любые другие искусственные цветы.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Возьмите тубу от бумажных полотенец и смажьте ее клеем ПВА.

3. Приклейте заготовки по кругу тубы. При этом длина трубочек должна быть выше, чем сама туба.

4. Верхнюю часть получившейся заготовки выровняйте при помощи ножниц.

5. Повторите те же действия для оставшихся туб.

6. Затем покрасьте все заготовки желтой акриловой краской при помощи кисти. Дайте высохнуть.

7. В верхней части каждой вазы поместите ленточку зеленого цвета, завязав красивый узел или бант.

8. При помощи двусторонней контактной ленты поместите вазы на стену. Вставьте цветы.

Часы

Это изделие станет отличным украшением интерьера любой комнаты. Мотив салфетки следует выбирать в зависимости от будущего места расположения часов.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, спица, белая акриловая краска, акриловый лак, часовой механизм, бельевая прищепка, цифры для циферблата, салфетка с любым мотивом.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы так, чтобы один край был тоньше другого.

2. Затем сверните заготовки по спирали, промазывая их клеем ПВА по всей длине. По мере необходимости наращивайте трубочку, фиксируя конструкцию прищепкой.

3. Когда спираль достигнет необходимого размера, подклейте конец последней трубочки и и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

4. Затем покрасьте заготовку белой акриловой краской и дайте ей подсохнуть.

5. Используя клей ПВА, наклейте салфетку с выбранным мотивом.

6. Покройте заготовку лаком.

7. В центре заготовки сделайте отверстие и с задней стороны прикрепите часовой механизм.

8. При помощи клея ПВА приклейте цифры (рис. 68).

Рисунок 68. Часы

Зеркало в рамке из газетных трубочек

Зеркало, оформленной такой рамой, яркий акцент в интерьере любой комнаты. Изделие можно выполнить в любом цвете, а также покрыть краской с блестящими пигментами.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска разных цветов, кусок зеркала квадратной формы, деревянная рама квадратной формы, кисточка, спица, ножницы, двусторонняя контактная лента.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки разной длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Каждую заготовку согните под углом 90°.

3. Сделайте множество таких уголков.

4. Склейте их между собой при помощи горячего клея так, чтобы меньшие по размеру уголки были внутри больших. Сделайте 4 такие заготовки.

5. Покрасьте акриловой краской, используя кисть. Краску можно чередовать, чтобы настенное украшение получилось ярким.

6. Просушите заготовки.

7. Зеркало поместите в деревянную раму и, если нужно, закрепите при помощи горячего клея.

8. К деревянной раме по углам при помощи горя чего клея приклейте газетные заготовки.

9. Скрутите еще несколько газетных трубочек и заполните ими пустоты. Просушите.

10. На тыльную сторону получившегося зеркала приклейте двустороннюю контактную ленту.

Настенное украшение из газетных спиралей и ленточек

Украшение из газетных спиралей и ленточек отлично подойдет для детской комнаты.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, горячий клей, акриловая краска серебристого цвета, ленточки голубого и серебристого цветов разной длины, спица, ножницы, кисточка, деревянная заготовка круглой формы.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки разной длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Покрасьте заготовки акриловой краской серебристого цвета, используя кисть.

3. Оставьте трубочки просохнуть.

4. Затем сверните по спирали не крепко, промазывая их клеем ПВА по всей длине. Просушите.

5. В каждую спираль проденьте по нескольку ленточек разной длины и завяжите.

6. Деревянную заготовку покрасьте акриловой краской серебристого цвета и дайте подсохнуть.

7. При помощи горячего клея приклейте спирали из газетных трубочек на деревянную заготовку.

8. Настенное украшение готово и можно вешать на стену.

Настенное украшение «Венок с бабочками»

Это изделие хорошо впишется в интерьер детской комнаты. Можно сделать несколько таких венков и повесить на стену в произвольном порядке.

Вам потребуется

Газеты, золотистая краска в баллончике, спица, ножницы, карандаш, бельевая прищепка, клей ПВА.

Ход работы:

1. Скрутите 30 трубочек из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем, просушите.

2. Заготовки с одной стороны защипите при помощи прищепки.

3. Переплетите трубочки между собой так, чтобы образовался венок.

4. При помощи карандаша на листе газеты нарисуйте силуэт бабочки среднего размера (8 × 8 см), вырежьте 3 такие фигурки и 2 бабочки маленького размера (3,5 × 3,5 см).

5. При помощи клея приклейте бабочек на венок.

6. Дайте заготовке подсохнуть.

7. Покрасьте венок золотистой краской из баллончика и оставьте сохнуть (рис. 69).

Рисунок 69. Настенное украшение «Венок с бабочками»

Новогоднее украшение «Звезда»

Это новогоднее украшение можно использовать как настенное или разместить на елке. Плетеная звезда прекрасно будет смотреться среди елочных игрушек.

Вам потребуется

Газеты, спица, клей ПВА, золотистая краска в баллончике, глиттеры, стразы на самоклеящейся основе, бечевка, ножницы.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из листов газеты с помощью спицы. Закрепите их клеем и просушите.

2. 5 трубочек согните пополам и соедините между собой бечевкой, образуя пятиконечную звезду.

3. 3 трубочки сплетите между собой косичкой и при помощи клея ПВА приклейте их на основу звезды по всему периметру. Должна получиться звезда, оплетенная косичкой. Просушите заготовку.

4. Покрасьте звезду золотистой краской из баллончика и посыпьте глиттерами.

5. Затем приклейте стразы в произвольном порядке.

6. Когда поделка подсохнет сделайте небольшое отверстие и проденьте бечевку (рис. 70).

Рисунок 70. Новогоднее украшение «Звезда»

Рамка для фотографий с пайетками

Рамка украсит стены в гостиной и спальне. Кроме того, ее можно сделать в подарок на любой праздник.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, краска в баллончике любого цвета, картон, спица, линейка, простой карандаш, ножницы, пайетки любого подходящего цвета.

Ход работы:

1. На картоне, используя простой карандаш, начертите форму будущей рамки. Она может быть квадратной, прямоугольной или любой другой формы.

2. Отступите с каждой стороны заготовки по 3,5 см, прочертите линии, вырежьте.

3. Таким же образом сделайте вторую заготовку.

4. В зависимости от того, какую плотность плетения предстоит сделать, нанесите на картон по внешним краям отметки простым карандашом.

5. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

6. Приклейте их к картону в места, где нанесены отметки. Это необходимо сделать так, чтобы один конец трубочки закрывал рамку на 2,5 см.

7. Когда трубочки будут приклеены, пройдитесь по ним клеем ПВА еще раз.

8. Затем возьмите вторую картонную заготовку и приклейте ее на первую поверх газетных трубочек так, чтобы края первой совпали с краями второй.

9. Положите на рамку что-нибудь тяжелое, чтобы клей высох, и газетные трубочки лучше приклеились.

10. Начните плетение: возьмите одну газетную трубочку и согните ее так, чтобы один конец был длиннее другого.

11. Наденьте рабочую трубочку на одну из тех, которые приклеены к картонной заготовке.

12. Ведите плетение веревочкой по кругу. Если рабочая трубочка закончилась, нарастите ее. Ведите плетение до желаемой ширины рамки.

13. Заканчивая работу, загните трубочки одну за другую, последнюю просуньте под первую.

14. Спрячьте концы при помощи спицы. Отогните ею несколько рядов плетения и просуньте туда трубочку, которая была приклеена к картону. Затем выведите через несколько рядов наружу и затяните, но не сильно. Лишнее отрежьте ножницами.

15. Покрасьте рамку, используя баллончик с краской любого цвета по желанию. Вместо краски в баллончике можно использовать морилку по дереву.

16. Когда рамка подсохнет, приклейте на нее пайетки.

17. В готовую рамку поместите фотографию или картину.

Ключница на стену

Ключница, выполненная из газетных трубочек, не только поможет держать все ключи в одном месте, но и украсит стену в прихожей.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска белого цвета, спица, салфетка с любым мотивом, ножницы, поролоновая губка, кисточка, акриловый лак, 3 металлических крючка небольшого размера, двусторонняя контактная лента.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Склейте заготовки между собой при помощи клея ПВА так, чтобы трубочки образовали квадратное панно, если концы трубочек выпирают, обрежьте их при помощи ножниц.

3. Отложите в сторону заготовку и дайте ей высохнуть от клея.

4. Возьмите салфетку для декупажа, отделите лишние слои и оставьте только тот, что с орнаментом.

5. Положите салфетку на файл лицевой стороной и смочите ее водой, затем распрямите, чтобы не было складок.

6. Файл с салфеткой переверните на заготовку. Аккуратно снимите файл.

7. Расправьте салфетку, промажьте клеем ПВА и дайте высохнуть.

8. Когда заготовка высохнет, по ее краям пройдитесь губкой с белой акриловой краской и приклейте при помощи клея ПВА по всему периметру косичку из газетных трубочек.

9. После высыхания краски, покройте заготовку лаком и дайте высохнуть.

10. На тыльной стороне по углам приклейте 4 небольших отрезка контактной лены.

11. На лицевой стороне снизу приклейте 3 небольших отрезка двусторонней контактной ленты. На нее поместите металлические крючки для ключей.

Настенное панно с бумажными цветами

Панно с бумажными цветами украсит стену спальни или гостиной. Хорошо будет смотреться в интерьере в стиле шебби-шик.

Вам потребуется

Газеты, спица, бумажные цветы, ножницы, клей ПВА, горячий клей, морилка для дерева, кисточка, картонная заготовка круглой формы.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. На картонную заготовку по всей окружности приклейте на клей ПВА газетные трубочки, которые предварительно переплетите между собой друг за друга. Для этого возьмите 2 газетные трубочки, сложите их вместе и начинайте скручивать их одну за другую.

3. Скрутите спирали из произвольного количества заготовок маленького размера.

4. Приклейте маленькие спирали по всей длине окружности.

5. Высушите заготовку и покройте морилкой для дерева.

6. Когда панно подсохнет приклейте на горячий клей бумажные цветы.

Спиральное настенное украшение

Такое украшение станет отличным дополнением любого интерьера. Подойдет для оформления стен в кухне.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска желтого и зеленого цветов, морилка для дерева, кисточка, спица, ножницы, проволока, бельевая прищепка.

Ход работы:

1. Скрутите проволоку в спираль, но неплотно.

2. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

3. Переплетите между собой 2 трубочки и начинайте обматывать проволоку.

4. По мере необходимости наращивайте трубочки, фиксируя конструкцию прищепкой и промазывая клеем.

5. Когда проволока полностью будет обмотана, промажьте всю заготовку клеем и оставьте подсыхать.

6. Из листов газеты вырежьте фигуры овальной формы.

7. Окрасьте их акриловой краской, чередуя желтую и зеленую.

8. Когда они подсохнут, приклейте их на заготовку из проволоки и газетных трубочек.

9. Покройте все изделие морилкой для дерева и дайте высохнуть.

Настенное украшение «Бабочка»

Такое украшение лучше всего подойдет для оформления детской комнаты, а также спальни.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска разных цветов, акриловый лак, ватман, спица, ножницы, кисточка, простой карандаш.

Ход работы:

1. С помощью спицы скрутите газетные трубочки одинаковой длины. Промажьте их клеем ПВА и дайте подсохнуть.

2. Покрасьте заготовки акриловой краской любых цветов по желанию. Чем будущая бабочка будет ярче, тем красивее панно будет смотреться на стене.

3. Оставьте трубочки подсыхать.

4. На ватмане нарисуйте контур бабочки.

5. Начинайте приклеивать газетные трубочки на ватман. Если они будут выходить за контур бабочки, отрезайте лишнее ножницами.

6. Выложите всю бабочку и оставьте сохнуть.

7. Вырежьте получившуюся бабочку по нарисованному контуру.

8. Скрутите еще 2 трубочки небольшого размера и сверните их спиралью, проклеивая клеем ПВА – глаза бабочки.

9. Покрасьте спирали акриловой краской голубого цвета, дайте высохнуть и приклейте.

10. Скрутите еще произвольное количество трубочек и переплетите их между собой, одновременно используя 2 трубочки.

11. Покрасьте заготовки акриловой краской золотистого цвета и дайте высохнуть. Приклейте на бабочку, имитируя полоски в окрасе.

12. Все изделие покройте лаком и дайте высохнуть.

Украшения

Ободок

Такой ободок удобен и красив и подойдет практически любой девушке или женщине.

Вам потребуется

Газеты, проволока, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 25 × 8 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Проволоку нужного размера согните полукругом, приклейте на ее конец 3 трубочки, оплетите ими проволоку.

3. Концы трубочек приклейте, дайте им высохнуть.

4. Покройте ободок лаком.

Брошь

Эту брошь можно надеть с любым платьем или блузкой.

Вам потребуется

Газеты, кусок картона, нитки, акриловые краски, клей ПВА, кисточки, булавка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 8 × 6 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Крест-накрест положите 4 трубочки, склейте место пересечения. Оплетите их между собой, каждый ряд оплетайте отдельной рабочей трубочкой, чтобы плетение было на расстоянии 0,5 см.

3. Из картона вырежьте прямоугольник 0,5 × 0,8 см, приклейте его в центр поделки.

4. Одну сторону булавки обмотайте нитками, приклейте ее на картон.

5. Покрасьте брошь в произвольные цвета.

Браслет

Этот браслет будет хорошим подарком близкой подруге или родственнице.

Вам потребуется

Газеты, белая водная эмаль, аквалак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 15 × 8 см, сверните их в трубочки с помощью спицы и слегка прижмите.

2. 6 трубочек замкните в круг, склейте края, оплетите их одной рабочей трубочкой, по необходимости наращивая ее.

3. Покрасьте браслет водной эмалью. После того как она высохнет, нанесите аквалак.

Бусы

Такие бусы приятно дарить друзьям и близким, они порадуют как взрослых, так и ребенка.

Вам потребуется

Газеты, тонкий шнурок, акриловая краска разных цветов, клей ПВА, кисточки, спицы, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 25 × 1,5 см.

2. На спицы намотайте полоски по ширине, чтобы получились короткие толстые трубочки. Край полоски приклейте.

3. Покрасьте трубочки в разные цвета.

4. Когда краска высохнет, снимите трубочки со спиц, нанижите полученные бусины на шнурок.

5. Шнурок завяжите.

Диадема

Это изделие может стать элементом интерьера комнаты девочки, также при желании ее можно надеть под подходящий наряд.

Вам потребуется

Газеты, проволока, акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 30 × 10 см.

2. С помощью спицы сверните полоски в трубочки, прижмите их.

3. Нанесите на трубочки краску любого цвета.

4. На проволоку необходимой длины наденьте трубочки, согните их полукругом.

5. Согните одну трубочку, ее края приклейте на другую, чтобы они были на расстоянии 2–3 см друг от друга.

6. Переплетите их между собой двумя трубочками веревочкой. При этом каждый ряд переплетайте отдельным трубочками, чтобы одно плетение находилось от другого на расстоянии 2 см.

7. При необходимости нанесите на диадему узор.

Кулон

Этот кулон будет удачно сочетаться с нарядами в этническом стиле.

Вам потребуется

Газеты, аквалак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски 45 × 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Покройте трубочки аквалаком, дождитесь его высыхания.

3. Переплетите 3 трубочки косичкой.

4. Согните косичку треугольником, края аккуратно склейте.

5. От трубочки отрежьте кусочки по 4 см, протяните их сквозь плетение, концы склейте.

Ремень

Этот ремень поможет создать свой оригинальный стиль в одежде. Можно сплести несколько подобных изделий различной ширины и цвета.

Вам потребуется

Газеты, акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 60 × 12 см, сверни те их в трубочки с помощью спицы.

2. Прокатайте трубочки скалкой, покрасьте, в длину склейте по 2 трубочки.

3. Горизонтально положите 10 длинных трубочек, переплетите их косым плетением.

4. Одну трубочку разрежьте на 3 равные части, переплетите их косичкой.

5. С одного края загните переплетенные длинные трубочки так, чтобы остался небольшой зазор, вставьте в него косичку, концы склейте.

6. Другой край вставьте в косичку, завяжите.

Брелок

Этот брелок – забавный сувенир, который поднимет ваше настроение.

Вам потребуется

Газеты, проволока, акриловые краски разных цветов, клей ПВА, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски длиной 20 × 10 см. По ширине сверните их 5 раз.

2. 3 полоски раскрасьте в любые различные цвета.

3. Когда краска высохнет, промажьте полоски клеем, сверните их по спирали. На одну полоску наматывайте следующую и т. д.

4. На верхнюю часть получившегося круга прикрепите проволоку.

Веночек

Такой веночек дополнит наряд в этническом стиле.

Вам потребуется

Газеты, ленты, акриловые краски разных цветов, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте 3 полоски длиной 70 × 12 см.

2. Сверните полоски в трубочки с помощью спицы.

3. Покрасьте трубочки в разные цвета.

4. Трубочки переплетите косичкой.

5. Замкните получившуюся косичку в круг, концы склейте.

6. На венок произвольно приклейте ленты.

При окраске хлебниц, ваз для фруктов, подносов других подобных предметов надо пользоваться только пищевыми красителями.

Вазы

Ваза «Подсолнух»

В этой вазе можно подавать гостям и домочадцам орехи, сухофрукты. А благодаря кофейным зернам, от вазы всегда будет слышен приятный аромат.

Вам потребуется

Газеты, кофейные зерна, тарелка, проволока, желтая, коричневая и зеленая акриловая краска, клей ПВА, ватные диски, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 46 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. В 2 трубочки вставьте проволоку.

3. Концы одной трубочки склейте, вторую разрежьте пополам, приклейте к концу и вершине первой трубочки.

4. Возьмите одну трубочку без проволоки, с помощью нее переплетите между собой 3 трубочки с проволокой, чтобы получился лепесток.

5. Так же выполните еще 19 заготовок.

6. 8 заготовок раскрасьте в зеленый цвет, 12 – в желтый.

7. 4 группы трубочек по 2 в каждой выложите в шахматном порядке.

8. Поставьте на трубочки тарелку, двумя рабочими трубочками оплетайте стойки так, чтобы одна трубочка была над стойкой, другая под ней.

9. В конце оставшиеся трубочки загните, обрежьте и приклейте.

10. Нанесите на заготовку зеленую краску.

11. Переплетите между собой 3 проволоки длиной 10 см, обмотайте их трубочками, раскрасьте в зеленый цвет.

12. Приклейте к полученной заготовке 3 зеленых листика.

13. На вазу по очереди приклейте оставшиеся зеленые и желтые листья, стебель с листьями.

14. В центр вазы положите ватные диски, покрасьте их коричневой краской, на них приклейте кофейные зерна.

Широкая ваза для фруктов

Такая ваза особенно красиво смотрится, наполненная яркими красными и зелеными яблоками.

Вам потребуется

Газеты, золотая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 40 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Крест-накрест положите 4 трубочки так, чтобы место соединения было в 10 см от конца.

3. Одной трубочкой оплетите стойки с краю на меньшей стороне. Через 1 см оплетите еще одной трубочкой. Таким же образом оплетите еще 7 рядов.

4. Стойки немного согните, продолжайте оплетать одной трубочкой еще 28 рядов, каждый из них оплетайте отдельной трубочкой.

5. Все лишние концы рабочих трубочек обрежьте.

6. Нанесите на вазу краску. После того как она высохнет, покройте вазу лаком.

Фруктовница

В этой вазе имеется 3 яруса, что позволит подавать в ней сразу несколько видов фруктов.

Вам потребуется

Газеты, картонный цилиндр от фольги, тарелка, клей ПВА, кисточка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 35 × 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Склейте края трубочек, оставьте их, чтобы они высохли.

3. Возьмите 4 пары трубочек, уложите их в шахматном порядке.

4. Одной рабочей трубочкой оплетайте стойки, положите на дно тарелку, оплетайте по ней.

5. В конце оставшиеся трубочки загните, обрежьте концы и приклейте.

6. Сделайте еще 3 такие заготовки, только меньшего диаметра.

7. Картонный цилиндр разрежьте на 2 равные части, оплетите их 5-ю трубочками.

8. Приклейте одну часть цилиндра на большую тарелку, к нему приклейте тарелку поменьше. Затем прикрепите вторую часть цилиндра и на него приклейте третью тарелку.

Оригинальная ваза

В этой вазе замечательно будут смотреться искусственные цветы в гостиной. Также она станет хорошим подарком на какой-либо праздник.

Вас потребуется

Газеты, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, губка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 70 × 30 см и 25 × 10 см.

2. Сверните полоски в трубочки с помощью спицы.

3. Нанесите на трубочки краску с помощью кисти.

4. Полукругом склейте несколько длинных трубочек радиусом 8 см.

5. Остальные длинные трубочки склейте полукругом радиусом 8 см так, чтобы они были немного изогнуты.

6. Короткие трубочки переплетите между собой, вырежьте из них овал диаметром 20 см. Приклейте на него склеенные трубочки, чтобы получилась ваза.

7. Покройте вазу лаком.

Узкая ваза для цветов

Это ваза подойдет для камыша, высоких декоративных веточек и искусственных цветов с длинными стеблями.

Вам потребуется

Газеты, длинная круглая форма, белая акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полосы 60 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Крест-накрест положите 6 трубочек, поместите на них форму.

3. Одну рабочую трубочку положите ее под нижнюю трубочку, переплетите ей все трубочки по кругу по диаметру формы.

4. Рабочую трубочку отрежьте, конец приклейте к изделию.

5. Стойки загните, переплетите их между собой, загибая одну за другую.

6. Уберите форму, лишние концы трубочек приклейте к внутренней стороне изделия.

7. Покрасьте вазу и оставьте до высыхания.

Декоративная мебель

Столик

Этот столик получится очень маленьким, поэтому его удобно использовать как подставку под ноутбук.

Вам потребуется

Газеты, обои, картон, акриловая краска белого цвета, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте один прямоугольник 60 × 35 см, 2 прямоугольника 35 × 40 см.

2. Из газет нарежьте полоски 60 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы, прокатайте скалкой.

3. С двух сторон по ширине загните маленькие прямоугольники из картона на 5 см, приклейте их к большому прямоугольнику.

4. По всему периметру на картон выложите трубочки, переплетите каждый ряд рабочей трубочкой, лишние концы обрежьте, смажьте все клеем, дайте ему высохнуть.

5. Внутреннюю часть стола обклейте обоями.

6. На уголки наклейте газетные трубочки.

7. Нанесите на стол акриловую краску.

Чайный столик

На этом столике удобно вечерами пить чай. При желании на него можно поставить горшок с декоративным комнатным растением.

Вам потребуется

Газеты, стекло, 10-литровое ведро, светло-коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 50 × 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Измерьте диаметр ведра.

3. В шахматном порядке уложите 4 группы по 2 трубочки в каждой. Оплетайте их двумя рабочими трубочками по 2 стойки, так выполните 6 кругов. Затем оплетайте по одной стойке, пока не получится круг диаметром, равным диаметру ведра.

4. Поставьте на трубочки ведро дном вверх, стойки загните, при необходимости стойки и рабочие трубочки нарастите, оплетайте ведро. Через 5 рядов ведро уберите, оплетите еще 50 рядов, затем поставьте ведро на трубочки, оплетайте его по всей окружности.

5. Стойки загните, оплетите еще 8 кругов, лишние рабочие трубочки и стояки обрежьте, приклейте к внутренней стороне стола.

6. Столик покрасьте.

7. Стекло по краю оплетите трубочками, покрасьте их.

8. Положите стекло на столик.

Пуфик

С помощью этого простого плетения можно освежить любой старый пуфик или изменить его, чтобы он подходил под интерьер вашей комнаты.

Вам потребуется

Газеты, старый пуфик, картон, акриловая краска, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте прямоугольник или квадрат, чтобы его стороны были равны длине сторон дна пуфика.

2. Из газет нарежьте полоски 70 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

3. Приклейте на кусок картона с каждой стороны по 12 трубочек.

4. Приклейте картон к дну пуфика, стойки загните, смажьте их клеем.

5. Переплетите стойки одной рабочей трубочкой по всей высоте пуфика, при необходимости наращивая их.

6. Рабочую трубочку в конце приклейте.

7. Покрасьте трубочки в любой нужный вам цвет.

Тумбочка

Эту тумбочку можно сделать любого цвета, руководствуясь интерьером помещения, для которого она предназначена.

Вам потребуется

Газеты, картон, акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, губка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте прямоугольники: 100 × 60 см (задняя стенка тумбочки), два 100 × 40 см (боковые стенки), три 60 × 40 см (дно и полочки).

2. Газеты нарежьте полосками 80 × 15 см, с помощью спицы сверните их в трубочки, края приклейте.

3. На все полученные картонные прямоугольники параллельно выложите трубочки на расстоянии 1,5 см. Для самого большого прямоугольника трубочки нарастите.

4. Переплетите между собой трубочки, каждый ряд переплетайте отдельной рабочей трубочкой. Все края приклейте.

5. Затем склейте все получившиеся заготовки. Для этого края боковых стенок, дна и полочки немного загните.

6. Покрасьте изделие в нужный цвет.

7. При желании губкой можно выполнить отделку краской другого цвета.

8. Покройте тумбочку лаком.

Стул

Этот стул гармонично впишется в дачный интерьер.

Вам потребуется

Газеты, картон, картонные цилиндры от фольги, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте квадрат 30 × 30 см.

2. Газеты нарежьте на полоски 70 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

3. На картон положите 20 трубочек так, чтобы их края выступали на 20 см с каждой стороны.

4. Переплетите трубочки двумя рабочими трубочками веревочкой. В конце плетения трубочки приклейте по краям – сиденье.

5. Крест-накрест положите 3 трубочки, положите на них сиденье, переплетайте трубочки между собой, при этом одну трубочку кладите на соседнюю и т. д. Когда оплетете сиденье по всему периметру, выньте его и поместите наверх поделки. Получится заготовка 120 см, при этом трубочки наращивайте. Должна получиться спинка.

6. Согните заготовку полукругом, привяжите ее трубочками к сиденью.

7. Картонные цилиндры обмотайте газетными трубочками и прикрепите к сиденью – ножки.

8. Покрасьте стул.

9. Когда краска высохнет, нанесите лак.

Кресло

Это кресло можно поставить в дачном домике в дополнение к плетеному стулу, представленному выше.

Вам потребуется

Газеты, картон, пластиковый стул с ручками, коричневая акриловая краска, бесцветный лак, клей ПВА, кисточки, спица, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 75 × 14 см, сверните их трубочками с помощью спицы, прокатайте скалкой.

2. Измерьте расстояние между ножками стула, вырежьте из картона квадрат со сторонами на 5 см больше этой величины.

3. На картон со всех сторон приклейте трубочки на расстоянии 1 см друг от друга, согните их.

4. На картон поставьте стул, оплетайте стойки двумя рабочими трубочками плетением «веревочка».

5. Так оплетите весь стул, наращивая стойки и рабочие трубочки. Сиденье стула оплетите отдельно.

6. Когда будете оплетать переднюю часть спинки и ручек, стойки загните.

7. В конце все лишние концы трубочек обрежьте, края приклейте.

8. Покрасьте кресло.

9. Покройте готовое кресло лаком.

Другие изделия

Тарелка с бусинами

Эта оригинальная тарелка будет замечательно смотреться на столе, наполненная фруктами или конфетами.

Вам потребуется

Цветные газеты или журналы, крупные однотонные бусины, клей «Момент», клей ПВА, бесцветный лак, простой карандаш, прищепки.

Ход работы:

1. Скрутите трубочки из полного листа газеты или журнала с помощью карандаша так, чтобы один край трубочек был шире, чем другой.

2. Сворачивайте трубочку спиралью, промазывая ее клеем ПВА по всей длине.

3. По мере необходимости наращивайте трубочку, при этом фиксируйте еще прищепкой.

4. После того как вы сплели большую часть тарелки, начните сворачивать трубочку, немного смещая ее вверх, чтобы придать соответствующую тарелке форму.

5. Когда тарелка достигнет желаемого размера, подклейте трубочку к краю тарелки и зафиксируйте прищепкой до высыхания.

6. Покройте изделие бесцветным лаком.

7. После высыхания лака приклейте по всей окружности тарелки бусины. Берите по одной бусине и сажайте их на клей «Момент» как можно ближе друг к другу (рис. 71).

Рисунок 71. Тарелка с бусинами

Карандашница

Такая карандашница оживит ваш рабочий стол и вызовет добрые улыбки коллег. Вы можете сделать несколько таких сувениров и преподнести их на какой-либо праздник своим друзьям и знакомым.

Вам потребуется

Газеты, стеклянный стакан с ровными краями, желтая лента 20 × 1 см, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, скалка, ножницы.

Ход работы:

1. Нарежьте из газеты полоски 50 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы один конец был уже другого.

3. 4 трубочки склейте в форме снежинки по центру, переплетите их между собой так, чтобы получилась круглая заготовка по размеру дна стакана. Прокатайте ее скалкой.

4. Оставшиеся концы трубочек загните вверх и нарастите другими трубочками. Вставьте внутрь стакан.

5. Склейте несколько трубочек, чтобы получилась одна длинная. Оплетите полученной трубочкой стакан, ведя плетение между вертикальными трубочками. Между вертикальными трубочками длинную трубочку оставляйте прямой.

6. Когда стакан будет оплетен, оставшиеся вертикальные трубочки вплетите внутрь поделки и заклейте.

7. Раскрасьте карандашницу акриловыми красками в цвета радуги.

8. Когда краска высохнет, покройте карандашницу лаком.

9. По верхнему и нижнему краю приклейте ленту желтую ленту.

Хлебница

Это изделие будет гармонично сочетаться с интерьером любой кухни. Хлебница идеально подойдет не только для хранения хлеба, но и других продуктов.

Вам потребуется

Газеты, коричневый пищевой краситель, клей ПВА, емкость, кисточка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 35 × 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы, слегка прижмите.

2. Разведите краситель согласно инструкции, опустите трубочки в емкость. Выньте и оставьте на воздухе до высыхания.

3. Вертикально выложите 11 трубочек на расстоянии 0,5 см друг от друга, горизонтально плотно положите 12 трубочек в шахматном порядке.

4. Возьмите одну рабочую трубочку, согните ее, один конец положите под вертикальную трубочку, оплетайте косичкой горизонтальные стойки по 2 трубочки, вертикальные по одной.

5. Оплетайте так 10 рядов, затем установите форму, загните стойки, продолжайте оплетать их по одной трубочке. Выполните 40 рядов – крышка хлебницы.

6. Так же выполните вторую заготовку – дно хлебницы, но только большего диаметра и меньшей высоты.

7. Из 3-х трубочек косичкой сплетите ручку, приклейте ее на крышку по центру.

Фоторамка

Такую изящную фоторамку можно выполнить любого размера и расцветки. Она подойдет как для собственных фотографий, так и в качестве милого подарка близким людям.

Вам потребуется

Газеты, картонная заготовка для рамки, акриловые краски, 1 большая искусственная бабочка, 2 маленькие искусственные бабочки, клей ПВА, бесцветный лак, спица, кисточки, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них с помощью спицы трубочки так, чтобы концы были одинаковой ширины.

3. Большую часть трубочек окрасьте в голубой цвет, меньшую в зеленый.

4. Каждую трубочку сложите в плотный прямоугольник, концы закрепите.

5. На картонную заготовку по нижней стороне приклейте зеленые прямоугольники – трава, по трем остальным голубые – небо.

6. Покройте фоторамку лаком.

7. Когда лак высохнет, приклейте произвольно одну большую бабочку и 2 маленьких.

Фоторамка звездочета

Эту фоторамку вы можете повесить в комнате своего ребенка или преподнести в качестве подарка детям.

Вам потребуется

Газеты, готовая фоторамка, разноцветная фольга, акриловые краски, бесцветный лак, клей ПВА, спица, кисточки, канцелярский нож, ножницы.

Ход работы:

1. Из газеты нарежьте полоски 30 × 10 см.

2. Скрутите из них трубочки с помощью спицы так, чтобы концы были одной ширины.

3. Обклейте фоторамку ровно трубочками в одном направлении.

4. Обрежьте внутри фоторамки трубочки канцелярским ножом.

5. 3 трубочки сплетите косичкой. Сделайте 2 таких длинных заготовки. Пустите одну по внутреннему края, вторую по внешнему, скрывая неровности отрезанных концов трубочек.

6. Трубочки раскрасьте в виде ночного неба.

7. Покройте рамку лаком.

8. Из фольги вырежьте месяц и звезды и приклейте в произвольном порядке на фоторамку.

Подкова

Изделие можно повесить над входом в квартиру или дом. Оно станет украшением прихожей.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, коричневая акриловая краска, спица, ножницы, проволока, кисти.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски шириной 10 см, длиной 30 см, с помощью спицы сверните их в трубочки, прижмите. Промажьте клеем. Дайте высохнуть.

2. Две проволоки согните полукругом, при этом диаметр одного полукруга должен быть меньше, чем другого.

3. Положите проволоки, чтобы расстояние между ними было 1 см, оплетайте их двумя трубочками. При этом одна должна быть над проволокой, другая – под ней.

4. В конце все лишние трубочки обрежьте, края склейте.

5. Покрасьте изделие.

Копилка в виде гриба

Такая копилка прекрасно подойдет для хранения мелких денег и станет украшением интерьера.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловые краски белого и коричневого цветов, картон, белая бумага, кисти, спица, ножницы, тарелка.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 2 круга диаметром 20 см. Из этих заготовок вырежьте еще круги с диаметром 15 см. Для работы понадобятся получившиеся кольца.

2. Склейте 2 кольца, обклейте их белой бумагой с одной стороны, с другой – вставьте один круг.

3. Из газет вырежьте полоски длиной 22 см, шириной 10 см, сверните в трубочки с помощью спицы, края склейте. Дайте высохнуть.

4. Из картона вырежьте форму в виде кувшина с диаметром 20 см, оплетите ее трубочками.

5. Выложите 2 горизонтальные трубочки на расстоянии 1 см друг от друга, на них положите 2 вертикальные на расстоянии 2 см друг от друга.

6. Согните 10 трубочек, 2 положите под вертикальные трубочки, остальные под горизонтальные, чтобы получилось равное число заготовок с двух сторон.

7. Положите их на тарелку, оплетайте их по периметру тарелки одной рабочей трубочкой.

8. Из картона вырежьте кольцо с внутренним диаметром 10 см, приклейте этот картон на заготовку.

9. Склейте, чтобы получился гриб.

10. Ножку покрасьте в белый цвет, шляпку в коричневый.

Пасхальное яйцо

Эта поделка станет хорошим подарком или украшением стола на Пасху.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая акриловая краска, гуашь, кисти, спица, яйцо, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 20 см, шириной 7 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем. Обсушите.

2. В шахматном порядке положите 4 группы заготовок, по 2 трубочки в каждой группе, под нижние положите одну рабочую.

3. Поставьте на газеты яйцо, оплетайте по 2 стояка рабочей трубочкой по периметру яйца.

4. После оплетания большей части, уберите яйцо, продолжайте работу, постепенно закругляясь кверху.

5. Лишние трубочки отрежьте, края склейте.

6. Покрасьте изделие в белый цвет акриловой краской.

7. После высыхания гуашью нанесите на яйцо узоры.

Подставка для специй

Подберите цвет подставки так, чтобы он лучше сочетался с оттенками вашей кухни.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая акриловая краска, картон, линейка, спица, ножницы, бельевые прищепки, прямоугольная форма.

Ход работы:

1. Из газет вырежьте полоски длиной 60 см, шириной 15 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Промажьте клеем. Просушите.

3. Из картона вырежьте 2 заготовки, равные длине и ширины стенок формы, и одну заготовку со сторонами, равными дну формы.

4. На форме с помощью прищепок разместите 25 трубочек на равном расстоянии друг от друга, затем переплетите каждый ряд отдельной трубочкой.

5. Оплетите 2 маленькие заготовки с двух сторон трубочками.

6. Все покрасьте и дайте высохнуть.

7. На большой картон приклейте стенки подставки, вставьте маленькие заготовки в виде перегородок.

Подставка для салфетки

Это изделие можно использовать при подаче салфеток на праздничный стол.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, ножницы, кисти.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски длиной 45 см, шириной 12 см, сверните их вдоль 3 раза. Промажьте клеем, просушите.

2. Нанесите на заготовки краску, оставьте до высыхания.

3. Сверните полоски в круг.

4. В 3 ряда положите 5 кружочков, склейте их. Просушите.

Подставка под соусницу круглой формы

Соусница станет украшением праздничного стола. При желании дно изделия можно оформить в технике декупаж.

Вам потребуется

Газеты, белая акриловая краска, клей ПВА, ножницы, спица, кисти, круглая форма.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 30 × 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем. Просушите.

2. Крест-накрест положите 6 заготовок, поставьте на них форму, оплетайте их одной рабочей трубочкой по всему периметру формы.

3. В конце все лишние трубочки отрежьте, края приклейте.

4. Форму уберите, покрасьте изделие и дайте высохнуть.

Подставка под соусницу с ручкой

Такую соусницу можно использовать как каждый день, так и подавать в праздники.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, ножницы, акриловая краска любого цвета, кисти, соусница.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски длиной 40 см, шириной 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы. Промажьте клеем и просушите.

2. В шахматном порядке положите 6 заготовок, под нижней разместите одну рабочую трубочку.

3. Поставьте на трубочки соусницу, оплетайте сначала ее дно, затем трубочки загните, далее ведите работу по всему периметру.

4. Лишние трубочки загните внутрь изделия и приклейте.

5. Ручку соусницы обмотайте трубочками.

6. Нанесите на изделие краску. Дайте высохнуть.

Квадратная подставка под чайник

Это изделие защитит поверхность стола от горячего чайника.

Вам потребуется

Газеты, белая акриловая краска, белая морилка на водной основе, кисть, ножницы.

Ход работы:

1. Из газет вырежьте 18 полосок длиной 20 см, шириной 6 см, сложите их по ширине в 3 раза. Промажьте клеем. Дайте высохнуть.

2. Вертикально и горизонтально выложите по 9 полосок, переплетите их между собой в шахматном порядке.

3. Нанесите краску с помощью кисти.

4. После того, как краска высохнет, нанесите морилку.

Овальная подставка под чайник

Изящная подставка будет сочетаться с любым интерьером. По желанию можно нанести на нее узор.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска коричневого цвета, акриловый лак, кисти, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты разрежьте на полосы длиной 80 см, шириной 15 см, сверните в трубочки с помощью спицы. Промажьте клеем, просушите.

2. Покрасьте заготовки в коричневый цвет.

3. Когда трубочки просохнут, сверните их по спирали, постоянно промазывая клеем. Должен получиться круг с диаметром 17 см.

4. Сверните по спирали еще несколько трубочек, чтобы получилось 12 кругов с диаметром 4 см, приклейте эти детали к большой.

5. По желанию нарисуйте на изделии узор.

6. Нанесите лак.

Декоративная разделочная доска

Доску можно повесить в кухне или использовать как подставку под горячую посуду.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, кисти, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 50 см, шириной 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем, просушите.

2. Вертикально выложите 45 заготовок, переплетите каждый ряд одной трубочкой.

3. Когда изделие достигнет 30 см, вертикальные трубочки постепенно сужайте, чтобы получилась ручка.

4. Все лишние горизонтальные трубочки отрежьте, края приклейте.

5. Покрасьте изделие и просушите.

Снежинка

Сделав несколько таких снежинок, вы украсите комнату или елку к новогодним праздникам.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая акриловая краска, ножницы, кисти, спица, проволока, ленты.

Ход работы:

1. Из газет вырежьте полоски 24 × 10 см, с помощью спицы сверните их в трубочки. Промажьте клеем, просушите.

2. Покрасьте заготовки.

3. После высыхания выложите их так, чтобы по краям пересекались по 2 трубочки, места соединения склейте, края трубочек скрепите проволокой и обмотайте лентой.

Чашка с блюдцем

В такой чашке можно хранить специи, приправы, ставить в них сахарницу, использовать как конфетницу.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая акриловая краска, чашка без ручки, блюдце, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полосы 30 × 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Заготовки прижмите, края склейте. Просушите.

3. В шахматном порядке положите 6 полос, поставьте чашку, оплетайте ее одной рабочей полосой. В конце отрежьте лишнее.

4. В шахматном порядке положите 4 группы трубочек, по 2 в каждой. Поставьте на них блюдце, 3 круга оплетайте рабочей трубочкой по 2 стояка. Остальные круги оплетите по одному стояку по периметру блюдца. Лишние трубочки срежьте, края склейте.

5. 3 трубочки переплетите косой, приклейте на чашку в виде ручки.

6. Покрасьте изделие и высушите.

Футляр для бутылки

В таком футляре можно изысканно подать любой напиток к праздничному столу.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, бутылка, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски длиной 60 см, шириной 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, прижмите.

2. Промажьте клеем, просушите.

3. Нанесите краску.

4. После высыхания положите 4 трубочки крест-накрест, склейте их в центре.

5. Поставьте на заготовку бутылку, с помощью одной рабочей трубочки оплетайте дно.

6. Стояки загните, продолжайте оплетать трубочки по периметру бутылки. Рабочую трубочку наращивайте.

7. Рабочую трубочку в конце обрежьте, край приклейте к внутренней стороне изделия.

8. Стояки по кругу переплетите косичкой, лишние отрежьте.

Квадратная подставка под тарелки

Такую подставку можно использовать как под тарелки, так и под горячую посуду.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, ножницы, акриловая краска любого цвета, акриловый лак, кисти, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосами длиной 40 см, шириной 14 см, сверните трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем, оставьте до полного высыхания.

2. Покрасьте заготовки, после высыхания нанесите на них клей.

3. Пока клей не высох, положите трубочки в шахматном порядке на расстоянии 1 см друг от друга – 20 вертикальных и 20 горизонтальных.

4. Концы обрежьте.

5. Края трубочек еще раз склейте, нанесите на изделие лак.

Круглая подставка под тарелки

Подставка под тарелки из газетных трубочек прекрасно будет смотреться с салфетницей, выполненной в том же стиле.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, коричневая краска, акриловый лак, кисти, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 50 × 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Края склейте, просушите и покрасьте их.

3. Сверните заготовки по спирали, чтобы диаметр круга был 30 см, при необходимости наращивайте трубочки.

4. 3 трубочки переплетите косичкой, приклейте их на край круга.

5. Нанесите на поделку лак и оставьте до высыхания.

Подложка в полоску

Подложу легко чистить, а ее простое красивое плетение украсит вашу кухню.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска белого и синего цветов, акриловый лак, кисти, чашка с закругленным дном, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 24 см, шириной 10 см, с помощью спицы сверните их в трубочки, затем прижмите.

2. Промажьте клеем и просушите.

3. 2 заготовки положите параллельно на расстоянии 4 см друг от друга, переплетите их одной трубочкой по всей длине, при необходимости наращивая.

4. Те трубочки, которые переплетали нарастите. Поставьте между ними чашку, оплетите ее дно, чтобы трубочки немного закруглялись.

5. Лишнее отрежьте, края склейте.

6. Покрасьте поделку, чередуя белую и синюю краски.

7. Когда краска высохнет, нанесите лак.

Подложка в форме листика

Эта подложка станет дополнением кухонного интерьера. Стебель можно украсить бантом.

Вам потребуется

Газеты, коричневая, светло– и темно-зеленая акриловые краски, клей ПВА, морилка, кисти, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты разрежьте на полоски длиной 33 см, шириной 11 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем и просушите.

2. Возьмите 3 заготовки, согните внизу, чтобы оставалось 5 см, наверху склейте, чтобы получилась форма листика.

3. Прикрепите внизу еще 4 трубочки, аккуратно обмотайте их.

4. Двумя рабочими трубочками начинайте оплетать горизонтальные четыре, задействуя при этом те, которые служат основанием листика. Одна рабочая трубочка должна быть над, другая под газетной трубочкой.

5. В конце приклейте рабочие трубочки к основанию, неплетеную часть срежьте.

6. Низ листка покрасьте коричневой краской – стебель. На листик нанесите светло-зеленую краску.

7. После высыхания темно-зеленой краской нанесите на лист прожилки.

8. Покройте изделие морилкой.

Вешалка

Изделие можно использовать как декоративный элемент и по назначению.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, ножницы, проволока, плоскогубцы, спица, кисти.

Ход работы:

1. Из проволоки с помощью плоскогубцев сделайте заготовку для вешалки.

2. Газеты нарежьте на полоски длиной 40 см, шириной 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы, края склейте.

3. Верхнюю часть вешалки переплетите двумя трубочками, одну накладывая на другую.

4. Нижнюю часть – обмотайте.

5. Покрасьте изделие.

Кормушка

Изделие можно поставить на балкон, использовать не только как кормушку, но и как кашпо для искусственных и натуральных цветов.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, коричневая акриловая краска, ножницы, солома, резинка для денег, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками 65 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем, просушите.

2. Крест-накрест положите 3 группы заготовок, по 4 в каждой, переплетите их одной рабочей полосой по кругу. Первые 3 ряда оплетайте 4 трубочки, затем 4 ряда по 2 трубочки, еще 9 рядов по 1 стояку.

3. Стояки согните, оплетите еще 6 рядов. Сведите крест-накрест по 2 трубочки, переплетите их через 20 см, сделайте 6 рядов, затем рабочую трубочку отрежьте, стояки перевяжите резинкой.

4. В центре вырежьте 6 рядов стояков.

5. Покрасьте изделие.

6. На крышу привяжите солому.

Дартс

Изделие можно повесить на балконе или на даче. С ним вы сможете интересно провести свободное время.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловые краски разных цветов, ножницы, спица, овальная ровная доска с диаметром 50 см.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 40 см, шириной 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы, концы склейте.

2. Выложите 10 полосок крест-накрест, чтобы они пересекались в центре.

3. От центра отступите 10 см, переплетите одной трубочкой стояки.

4. Так же через 8 см еще переплетите стояки.

5. Приклейте заготовку на доску, сделайте разметку, раскрасьте доску в разные цвета.

Многие изделия, выполненные из газетных трубочек, имеют не только декоративное назначение. Емкости для хранения продуктов, шкатулки, подносы, вазы и пр. активно используются в хозяйстве.

Мешочек

В этом мешочке можно хранить украшения или повесить его на стену.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, кисти, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 30 см, шириной 10 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Промажьте клеем и высушите.

3. В шахматном порядке положите 16 заготовок на расстоянии 0,5 см друг от друга, склейте их между собой. Сверните изделие конусом.

4. Края переплетите одной рабочей трубочкой.

5. От одной трубочки отрежьте 5 см, согните отрезок, приклейте на изделие в виде петли.

6. Покрасьте мешочек.

Фартук

Этот фартук можно использовать как элемент декора кухни.

Вам потребуется

Газеты, акриловая краска любого цвета, клей ПВА, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками длиной 50 см, шириной 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

2. Прижмите трубочки, промажьте клеем, просушите.

3. Покрасьте заготовки.

4. Вертикально положите 20 трубочек, чтобы между ними оставалось расстояние 5 мм, оплетите их «веревочкой».

5. Один край изделия загните, приклейте его.

6. В длину соедините 2 трубочки, вставьте их в образовавшийся зазор.

7. Трубочки разрежьте на 2 части, горизонтально положите 10 из них, а затем переплетите «веревочкой».

8. Приклейте изделие по центру над загнутым концом первой заготовки.

9. При желании на фартуке можно выполнить карман.

Обложка для книг

Такую обложку можно сделать для книг любого размера. В том же стиле можно оформить закладку.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, синяя акриловая краска, картон, книга, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 4 прямоугольника, один, равный размеру переплета книги, другой – на 4 см шире. Еще 2 прямоугольника, чтобы их длина совпадала с длиной переплета шириной 5 см.

2. 2 большие заготовки склейте, с двух сторон приклейте к ним маленькие прямоугольники.

3. Газеты нарежьте полосками длиной 70 см, шириной 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем, просушите.

4. Покрасьте трубочки, дайте им высохнуть.

5. По всему периметру картона положите трубочки в шахматном порядке, чтобы между ними оставался зазор 2 см, смажьте клеем, слегка прижмите.

6. Уберите картон, с двух сторон по длине заверните трубочки на 2 см, приклейте края.

7. От середины изделия по длине отступите по 1 см, сделайте метки, согните.

Сумка

Сумку можно выполнить как однотонной, так и окрасить в разные цвета или оформить узорами.

Вам потребуется

Газеты, акриловая краска любого цвета, клей ПВА, кисти, картон, джинсовая ткань, спица, ножницы, нитки, иголка.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 2 прямоугольника 20 × 30 см – боковые стенки сумки, два 20 × 4 см – боковые перегородки и один 30 × 4 см – дно сумки.

2. Газеты нарежьте полосками длиной 35 см, шириной 12 см, с помощью спицы сверните их в трубочки, прижмите.

3. Промажьте клеем и просушите.

4. На картон положите заготовки на расстоянии 1 см друг от друга, переплетите их одной рабочей трубочкой. Каждый ряд переплетайте отдельной трубочкой.

5. Так же оплетите все прямоугольники из картона. Лишнее отрежьте, края приклейте ко внутренней стороне сумки.

6. Покрасьте изделие.

7. Когда краска высохнет, обшейте изделие с внутренней стороны джинсовой тканью. Из нее же выполните ручки.

Подставка для журналов и газет

В этом изделии можно хранить газеты и журналы, она разнообразит любой интерьер.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, кисти, картон, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из картона вырежьте 2 прямоугольника со сторонами 40 и 30 см, два со сторонами 30 и 8 см, и один со сторонами 40 и 8 см. Склейте их, чтобы получилась узкая коробка.

2. Газеты нарежьте полосками длиной 30 см, шириной 10 см, сверните их в трубочки с помощью спицы.

3. Промажьте клеем и дайте высохнуть.

4. На одну сторону картона положите заготовки на расстоянии 1 см, оплетите их двумя рабочими трубочками. При этом одна должна быть под стояком, другая над ним.

5. Также переплетите другие стороны. Края трубочек приклейте.

6. Нанесите на изделие акриловую краску.

Декоративный коврик

Коврик можно положить у кровати или использовать его как подстилку для домашних животных.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, белая и коричневая акриловые краски, акриловый лак, кисти, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газету разрежьте на полоски длиной 50 см, шириной 13 см.

2. Сверните в трубочки с помощью спицы, прижмите. Промажьте клеем. Высушите.

3. Крест накрест выложите 18 трубочек, от края отступите 10 см, оплетайте каждый ряд отдельной трубочкой.

4. Покрасьте изделие в белый цвет.

5. На несколько трубочек нанесите коричневую краску, переплетите ими края коврика.

6. Все лишние трубочки срежьте, края аккуратно склейте.

7. Нанесите на изделие лак.

Чехол для стульев

При выполнении чехла исходите из величины спинки стула, для которого он предназначен.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, акриловая краска любого цвета, акриловый лак, кисти, картон, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте на полоски длиной 60 см, шириной 15 см.

2. Сверните полоски в трубочки с помощью спицы, прижмите их.

3. Промажьте клеем и высушите.

4. Из картона вырежьте заготовку, равную величине спинки стула.

5. Трубочки согните, прикрепите их к картону, оплетайте одной рабочей трубочкой стояки по всему периметру картонной заготовки. При необходимости наращивайте стояки и рабочую трубочку.

6. Уберите картон, покрасьте изделие.

7. Когда чехол высохнет, наденьте его на спинку стула и нанесите лак.

Абажур

Такой абажур станет украшением любого светильника. Золотой веревочкой можно не только украсить края изделия, но и выложить узор.

Вам потребуется

Газеты, красная краска в баллончике, клей ПВА, горячий клей, кисть, металлический корпус абажура, золотая веревочка, спица, ножницы.

Ход работы:

1. Газеты нарежьте полосками, сверните их трубочками с помощью спицы. Промажьте клеем, высушите.

2. Корпус абажура обмотайте заготовками, наращивая рабочую трубочку.

3. Конец трубочки подклейте к корпусу.

4. Покрасьте изделие.

5. К верхнему и нижнему краям приклейте на горячий клей золотую веревочку.

Люстра

Ажурная люстра украсит любую комнату. При необходимости можно делать ее меньшего или большего размера.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, морилка, акриловый лак, кисти, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из газет нарежьте полоски 65 × 12 см, сверните их трубочками с помощью спицы.

2. Промажьте клеем, просушите, нанесите морилку.

3. На расстоянии 30 см положите 2 вертикальные трубочки, на них на расстоянии 60 см положите 2 горизонтальные трубочки, склейте их. Так же выложите еще 3 бока люстры, все склейте.

4. Возьмите одну новую трубочку, переплетите ей один бок люстры, поочередно загибая ее за разные грани. Так же переплетите остальные стороны.

5. Нанесите на люстру лак.

Прямая занавеска

Занавеску можно повесить на окна, в дверном проеме. С ее помощью вы придадите новизну привычному интерьеру помещения.

Вам потребуется

Газеты, клей ПВА, ленты разных цветов, тонкая доска длиной 50 см, гвозди, молоток, ножницы, спица.

Ход работы:

1. Из газеты вырежьте полоски длиной 50 см, шириной 12 см, сверните их в трубочки с помощью спицы, прижмите.

2. Промажьте клеем и дайте высохнуть.

3. Переплетите между собой трубочки и ленту косичкой, всего должно получиться не меньше 50 штук.

4. Приклейте косички на палку, с помощью гвоздей прикрепите ее над окнами или в дверном проеме.

Заключение

Хобби делает нас интересными для других людей и помогает скрасить свободное время. Особенно приятно заняться рукоделием в отпуске, зимними вечерами, в выходные дни. Для многих плетение из газетного материала стало потребностью. Хочется творить и творить, создавая что-то новое. Особенно приятно потом пользоваться сделанными своими руками вещами.

Плетение из газет требует внимания и терпения, однако глядя на получающиеся ровные плетеные ряды, хочется поскорее увидеть поделку целиком. Простой незатейливый материал в плетении смотрится очень натурально и эстетично. Кто бы мог подумать, что можно сделать такие шедевры из обычных газет, которые имеются почти в каждом доме.

Для того чтобы облегчить работу, используйте различные подручные средства. Например, удобнее плести стенки изделий по форме. Подберите подходящие по размеру банки, кастрюли, коробки и ведите плетение вокруг них. Те, кто только осваивает плетение из газет, могут запутаться в различных трубочках и полосках, которые торчат в разные стороны из недоделанных изделий. Чтобы хорошо ориентироваться в том, куда что вести, можно помечать трубочки (привязать нитку, прицепить прищепку или зажим). Это поможет сплести узор безошибочно. Помогает этот способ и определять количество сплетенных рядов при создании круглых деталей поделок, когда сложно определить точку отсчета.

Временно скрепить бумажные заготовки в ходе плетения можно с помощью прищепок или булавок. Сколите переплетенные трубочки и можете не опасаться, что работа распадется или деформируется. В ходе плетения следит за тем, чтобы оно было равномерным по плотности.

В изготовлении трубочек из газет имеются свои секреты. Кто-то выкраивает полосы для них из всего полотна газет, кто использует только краевые участки. Тогда при сворачивании трубочки будут с лицевой стороны белыми и их легче окрашивать. Сворачивать трубочки тоже можно разными способами. Здесь главное приноровиться и делать так, чтобы они были хорошо скрученными, плотными и быстро получались. Ведь на изготовление каждой поделки их понадобится немало.

Для того чтобы придать поделке завершенный вид, важно красиво оформить ее края. Для этого используют специальные краевые виды плетения или загибают концы трубочек внутрь изделия и подклеивают. Для работы с газетной бумагой рекомендуется использовать не канцелярский клей, а клей ПВА. Он не оставляет заметных следов и хорошо скрепляет бумагу.

Осваивайте плетение из газетной лозы и вдохновляйтесь на создание оригинальных поделок!

Шкатулка для украшений «Цветочная фантазия»

Плетеная корзинка с бантом «Совершенство»

Варианты плетеных изделий

Ящик и кофейный столик «Мир уюта»

Декоративное кресло «Комфорт»

Плетеная корзинка «Стильная»

Плетеная корзина с ажурной крышкой

Плетеные вазы «Подарочные»

Чаша для орехов и фруктов

Плетеная корзина «Оригинальная»

Плетеная корзинка с деревянными ручками

Плетеная корзина с толстым дном

Content

И. В. Егорова
Плетение из газет

Введение

Азы газетного плетения

Материалы и инструменты

Заготовки из газетной бумаги

Соединение рабочих трубочек

Окрашивание трубочек

Виды плетения

Простое плетение

Послойное плетение

Плетение рядами

Плетенка шахматная

Веревочное плетение

Квадратное плетение

Плетение «елочкой»

Косое плетение

Плетение «косичкой»

Ажурное плетение

Прямой ажур

Ажур крестиком

Ажур ромбиком

Диагональное атласное плетение

Ажурные бордюры

Спиральное, или витое плетение

Плетение из 4-х трубочек

Плетение из 5-ти трубочек

Плетение спиральным методом для круглой формы

Плетение по краю

Отделка и декорирование плетеных изделий

Окрашивание

Лакирование

Декорирование в технике декупаж

Украшения лентами или тканями

Плетеные поделки

Корзинки

Прямоугольная корзинка с бантом

Овальная корзинка

Корзинка с ручкой

Корзинка с длинными прутьями

Корзина широкого плетения

Корзинка для фруктов

Кашпо

Плетеное кашпо

Кашпо «Башмачок»

Кашпо с бантом

Подносы

Прямоугольный поднос

Прямоугольный поднос с ручками

Большой круглый поднос

Овальный поднос для хлеба

Сувенирные игрушки

Цветок из газетных трубочек

Сувенир «Яблоко»

Новогодний сувенир «Снеговик»

Листочки

Декоративное дерево в горшке

Дерево с лентами

Сердце

Елочное украшение «Розочка»

Звезда

Золотая рыбка

Птица

Черепаха

Слон

Паук

Бабочка

Колокольчик

Ангел

Гнездо

Мельница

Домик

Елочка

Елочный шар

Солнышко

Декоративный арбуз

Гриб

Роза

Ромашка

Декоративная свеча

Декоративный зонтик

Бант

Веер

Декоративный штурвал

Глобус

Заяц

Улитка

Шкатулки

Круглая шкатулка с кружевной крышкой

Круглая шкатулка для мелких предметов

Круглая шкатулка из газетных трубочек

Шкатулка-короб

Шкатулка для писем

Шкатулка с розочками

Настенные украшения

Настенное украшение «Венок с шишками»

Яркое настенное панно

Панно в технике декупаж

Настенное панно «Романтика»

Настенное панно с палочками корицы

Декоративное панно из разноцветных газетных трубочек

Панно «Окно в Париж»

Настенное украшение «Яблочки»

Настенное панно с черепахами

Настенное панно с цветами

Декоративное панно с бусинами

Панно из квадратных элементов

Панно «Шахматка»

Декоративное панно «Сердечко»

Ажурное настенное панно

Панно с пуговицами

Настенное украшение «Сердечки»

Кофейное панно

Настенное украшение «Вазочки с цветами»

Часы

Зеркало в рамке из газетных трубочек

Настенное украшение из газетных спиралей и ленточек

Настенное украшение «Венок с бабочками»

Новогоднее украшение «Звезда»

Рамка для фотографий с пайетками

Ключница на стену

Настенное панно с бумажными цветами

Спиральное настенное украшение

Настенное украшение «Бабочка»

Украшения

Ободок

Брошь

Браслет

Бусы

Диадема

Кулон

Ремень

Брелок

Веночек

Вазы

Ваза «Подсолнух»

Широкая ваза для фруктов

Фруктовница

Оригинальная ваза

Узкая ваза для цветов

Декоративная мебель

Столик

Чайный столик

Пуфик

Тумбочка

Стул

Кресло

Другие изделия

Тарелка с бусинами

Карандашница

Хлебница

Фоторамка

Фоторамка звездочета

Подкова

Копилка в виде гриба

Пасхальное яйцо

Подставка для специй

Подставка для салфетки

Подставка под соусницу круглой формы

Подставка под соусницу с ручкой

Квадратная подставка под чайник

Овальная подставка под чайник

Декоративная разделочная доска

Снежинка

Чашка с блюдцем

Футляр для бутылки

Квадратная подставка под тарелки

Круглая подставка под тарелки

Подложка в полоску

Подложка в форме листика

Вешалка

Кормушка

Дартс

Мешочек

Фартук

Обложка для книг

Сумка

Подставка для журналов и газет

Декоративный коврик

Чехол для стульев

Абажур

Люстра

Прямая занавеска

Заключение